Д. В. Нестерова

Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии

Введение

Сделать внутреннее убранство квартиры или дома красивым в настоящее время под силу каждому – было бы желание. Тем более что прошли те времена, когда люди довольствовались скудным набором традиционных строительных материалов и методов отделки.

Новейшие технологии и материалы постепенно вытесняют скучные черты интерьера советских времен. Например, в настоящее время стены уже не белят, даже оклеивать их классическими бумажными обоями стало не модным. Декоративная штукатурка, обои под покраску и жидкие обои – это именно те материалы, которые позволяют идти в ногу со временем.

Что касается ремонта потолков и полов, то для этого вида работ сейчас применяют самые разнообразные материалы, разобраться в которых порой непросто даже специалисту. Ведь сейчас уже редко кто белит или красит потолки – для их ремонта чаще всего выбирают современные материалы. В некоторых случаях для ремонта потолков приглашают бригаду профессионалов.

Кроме того, для каждого вида строительных материалов необходимы определенные инструменты и приспособления, клеящие составы и дополнительная фурнитура, без которых невозможно качественно сделать ремонтные работы.

С помощью этой книги вы сможете самостоятельно выполнить большую часть ремонтных работ, без труда разберетесь в многообразии новейших отделочных материалов и строительных инструментов, а также, не прибегая к помощи дизайнера, сделать интерьер своей квартиры по-настоящему стильным.

Современный дизайн интерьера

Приступая к перепланировке и внутренней отделке квартиры или дома, заранее продумайте стиль будущего интерьера. Ведь от правильного дизайна, обстановки, элементов и прочего зависит то, насколько комфортно вы будете себя чувствовать дома.

В современных квартирах допустимо даже некоторое смешение стилей. Например, в классическом интерьере могут присутствовать элементы авангардного дизайна.

Приобретайте отделочные материалы только после того, как вы остановите свой выбор на том или ином стиле и сами или же при помощи квалифицированного дизайнера продумаете и распланируете все элементы отделки.

Ваша главная задача – не допустить ошибки в дизайне помещения. В противном случае планировка квартиры окажется неудобной, а ее детали, которые нравились вам по отдельности, собранные вместе будут противоречить друг другу.

Поэтому сначала выберите общую линию, которая будет прослеживаться в оформлении дома, и обязательно подберите гармонирующие между собой отдельные элементы интерьера.

Авангард

Если вы независимый человек с нестандартным мышлением и оригинальным вкусом, смело выбирайте авангардный стиль интерьера.

Основную роль в таком интерьере играет цвет – вы можете комбинировать любые краски, но с тем условием, что они образуют органичный ансамбль и не будут смотреться вульгарно.

Если вы выбрали авангардный стиль, можете не тратить деньги на приобретение обоев – стены в таких помещениях красят, причем в разные цвета, поскольку авангардный стиль создается на контрастах.

Что касается мебели, то классический гарнитур для такого стиля не подойдет – каждая деталь обстановки должны быть оригинальной.

Ампир

Если вы предпочитаете одиночество шумным компаниям, часто пребываете в раздумьях и любите роскошь, в квартире, отделанной в стиле ампир (рис. 1), вы будете чувствовать себя весьма комфортно.

В качестве дополнения к обстановке подберите массивные напольные светильники с плафонами из ткани, гармонирующей с материалом, которым оклеены стены и выполнена драпировка.

Дизайн в подобном стиле отличается четкостью форм, замысловатой отделкой, а также некоторой тяжеловесностью и при этом предполагает роскошь: тяжелые драпировки, старинные гравюры, картины в дорогих рамах, чеканки, металлические украшения, огромные люстры и т. п.

От обоев лучше откажитесь – стены в квартирах в стиле ампир, как правило, оклеивают тканью. Выбирая мебель, отдайте предпочтение невысоким шкафам и комодам из красного дерева и мягким кожаным креслам и диванам.

Рис. 1. Гостиная в стиле ампир

Английский стиль

Если вы являетесь сторонником английского стиля, помните, что его основу задает мебель из красного дерева, ореха или дуба, гармонирующая со стенами, оклеенными обоями в теплых тонах, коврами на полу, бархатной или гобеленовой драпировкой, а также камином, облицованным мрамором или отделанным резным декором из дерева. Такой интерьер отличается элегантностью и уютом.

Стены

Для отделки стен выбирайте тяжелые фактурные обои в сочетании с деревянной обшивкой, карнизами, молдингами и пилястрами. При желании вы можете окрасить стены. При этом вам следует разбить краску на три уровня, как это делалось во времена королевы Виктории, используя любые цвета – от спокойных до самых смелых. Кроме того, для отделки стен подойдут настенные покрытия с геральдическими рисунками, цветами или классическими полосками.

Если вы хотите отделать стены так, как это делали во времена правления королевы Виктории, отдайте предпочтение обоям терракотового цвета. Для крашеных стен используйте три колера, границы которых оформите деревянной отделкой. Нижнюю часть стены можете оклеить рельефными обоями.

Излюбленный дизайнерский прием при создании интерьера в английском стиле – это фриз под лепнину. В качестве материала для него вы можете использовать полиуретан или вспененный винил.

Полы

Лучше всего для данного стиля подходят полы из штучного паркета, который нужно укладывать так, чтобы был хорошо виден рисунок деревянных волокон. Также вы можете использовать для пола ковровое покрытие нейтрального цвета со спокойным рисунком. И, как уже отмечалось, в помещении в английском стиле обязательно должны быть ковры.

Что касается полов в прихожей, кухне, ванной и туалете, то для их облицовки вы вполне можете использовать керамическую плитку – лучше всего черную и белую, уложенную в шахматном порядке, или терракотовых оттенков с геометрическим рисунком.

Текстиль и аксессуары

Ткани и аксессуары для интерьера в английском стиле должны создавать атмосферу роскоши и стабильности, но при этом создавать в квартире уют.

Для английского стиля характерны драпировка с фалдами, шнуры с кистями и ламбрекены на окнах.

При выборе ткани обращайте внимание на ее рисунок. Это должны быть традиционная английская полоска, горошек, «огурцы», лист аканта и т. п. Помимо этого, смотрите и на фактуру ткани, которая должна быть благородной: дамаст, бархат, ситец.

В качестве аксессуаров выбирайте хрустальные и позолоченные изделия, гармонирующие с богатыми рамами картин, красивыми светильниками и резными деталями мебели.

Античный стиль

Если вы приверженец античного стиля, вас ждет разочарование, поскольку дизайнеры не рекомендуют использовать его для отделки всей квартиры. Вы можете создать античный стиль только в отдельном помещении дома – лучше всего в гостиной. Украсьте ее стены живописью или облицовкой, полы – мозаикой и коврами, а потолок распишите и дополните рельефными изображениями. В элементы обстановки гостиной обязательно включите огромные вазы с рисунками, небольшие сундучки и маленькие терракотовые статуэтки.

Подбирая цветовую гамму, остановитесь на оттенках золотого, желтого, синего, зеленого, красного, черного цветов, а также на цвете слоновой кости.

Ар-деко

Если вы хотите, чтобы в интерьере вашей квартиры гармонично сочетались восточные мотивы, элементы старины и шедевры искусства первой половины ХХ века, выбирайте стиль ар-деко (рис. 2), поскольку только он предполагает смешение самых разных стилей, декоративных элементов и цветовых сочетаний.

В качестве материалов для отделки и украшений вы можете использовать ткани, стекло, бронзу, керамику, мрамор, ковры с кубическими узорами, веера, кованые решетки. Подбирая мебель, отдавайте предпочтение гарнитурам из светлой древесины и кожи.

Рис. 2. Комната в стиле ар-деко

Африканский стиль

Если вы энергичны и темпераментны, выбирайте африканский стиль, который занимает первое место среди экзотических направлений в современном интерьере.

Выбрав такой стиль, вы можете доподлинно воспроизвести в интерьере африканскую хижину, а можете просто внести в дизайн лишь несколько штрихов, свойственных данному направлению. Это зависит как от вашего желания, так и от назначения помещения. Как правило, только общественные заведения (кафе, рестораны, бары) оформляют в африканском стиле полностью. Что касается квартир, то их интерьер лучше решить с умеренным акцентом декора, поскольку африканские предметы прекрасно сочетаются даже с самым современным дизайном. Например, на строгий диван вы можете набросить яркий плед с замысловатым узором и положить мягкие разноцветные подушки, а рядом поставить необычные статуэтки.

Интерьер, выполненный в африканском стиле, можно дополнить бытовыми предметами и незатейливой утварью: деревянными блюдами для фруктов, стилизованными фонариками, ритуальными масками, экзотическими скульптурами и картинами в стиле наивного искусства.

Помещение вы можете декорировать занавесками с вышитыми фигурками животных, а интерьер дополнить деревянными вазами, украшенными бамбуковыми палочками, яркими подносами, напольными марокканскими светильниками, ритуальными масками, испано-мавританскими сундуками из эбенового дерева, обтянутыми верблюжьей кожей и инкрустированными латунью и медью.

Если вы остановили свой выбор на африканском стиле, постарайтесь оформить интерьер в желтых, красных, оранжевых и других теплых тонах.

Барокко

Если вы являетесь владельцем загородного дома, архитектурные элементы которого выполнены в стиле барокко, вы вполне можете оформить в этом стиле (рис. 3) и интерьер помещений.

Мебель

Элементы декора мебели в стиле барокко внушительны по объему, в них применяется резьба, металлические накладки и мозаика из различных пород деревьев. Непременными деталями интерьера являются шезлонги, канапе (кушетки на шести или восьми ножках), бюро и книжные шкафы.

Архитектуре домов в стиле барокко свойственны выпуклые и вогнутые фасады, украшенные витыми колоннами, пилястрами и лепниной.

В спальне обязательно поставьте кровать, украшенную балдахином и султаном из перьев, комод, а также скульптуры и античные вазы.

Рис. 3. Гостиная в стиле барокко

Текстиль

Материи в интерьере стиля барокко уделяется особое внимание. Для украшения комнат выбирайте гобелены, парчу, бархат и атлас. Также при создании интерьера используйте ткани с ярким рисунком (красочные птицы, цветы, листья, восточные пейзажи и т. п.).

Освещение

Помимо роскошных люстр, которые являются обязательными деталями интерьера в стиле барокко, в качестве источников освещения вы можете использовать канделябры, жирандоли, шандалы и подсвечники. Причем канделябры и жирандоли закрепите на полу или стенах.

Готический стиль

При дизайне интерьера в готическом стиле основное внимание уделите стенам: облицуйте их деревом или украсьте росписью и коврами. Картины с изображением пейзажей и натюрмортов в подобном интерьере не используют, поэтому лучше отдайте предпочтение гравюрам по дереву и портретной живописи.

В центре интерьера в готическом стиле должен быть красиво оформленный камин или кафельная печь.

Для меблировки помещения используйте высокие двустворчатые шкафы с четырьмя, шестью или девятью филенками, буфеты на высоких ножках, обтянутые кожей сундуки, мягкую мебель, украшенную деревянной резьбой или металлической фурнитурой и обитую тканью со сложным орнаментом.

Характерными архитектурными элементами интерьера в готическом стиле являются стройные колонны, сложные формы сводов и окна в форме розы.

Что касается цветов, доминирующих в таком интерьере, то вам лучше всего остановить свой выбор на красном, желтом, коричневом, пурпурном, рубиновом, черном, розовом и зеленом.

Индийский стиль

Основными элементами интерьера в индийском стиле являются предметы мебели: низкая плетеная кровать-каркас на четырех ножках с пропущенными через них опорами, табуреты с плетеным сиденьем и выточенными, покрытыми лаком ножками, лакированные столы, плетеные ширмы.

Для интерьера в индийском стиле подбирайте низкую, желательно выпиленную вручную мебель из прочного дерева.

Стоит отметить, что вся мебель для обстановки помещения в индийском стиле должна быть лакированной. При этом для ее обработки вы можете использовать как обыкновенный, так и цветной лак. Последний лучше всего применять для лакирования выточенных элементов мебели. Кроме того, подбирайте мебель, украшенную интарсией из черного дерева, перламутра, слоновой кости, а также резьбой по слоновой кости.

Для современного индийского стиля характерны бирюзовые, малиновые и оранжевые цвета. При использовании ткани для драпировок и штор отдавайте предпочтение индийскому шелку.

Кантри

Выбрав стиль кантри, помните, что ему свойственно обилие текстиля: на окнах, ширмах, мягкой мебели, в виде украшений на стенах и столах. Не менее важными деталями интерьера в стиле кантри являются камин и мебель из натурального дерева.

Такой стиль лучше всего подходит для небольших, с низкими потолками комнат без изысканных архитектурных деталей. Популярность в настоящее время имеют кухни и плетеная некрашеная мебель в стиле кантри.

Греческое кантри

Этот стиль отличается простотой: побеленные стены, ярко окрашенные двери и оконные рамы, минимум мебели (деревянной), яркие вазы и подносы для фруктов.

Немецкое кантри

Помещения в подобном стиле вам следует отделать натуральным деревом, а также окрасить в неяркие тона. Для украшения интерьера используйте стилизованные под старину светильники, статуэтки из металла и старинную посуду.

Славянское кантри

Выбрав славянское кантри, используйте национальные элементы декора – росписи, изразцы, витражи и резьбу. Для отделки помещений применяйте только натуральные материалы: камень, дерево, пробковое покрытие.

Основными чертами американского кантри являются простота, минимализм отделки, четкость форм и функциональность.

Китч

Интерьер в стиле китч входит в моду, когда старые образцы хорошего тона приедаются. Исторически это, как правило, совпадает с социальными или экономическими кризисами, когда обстановка становится нестабильной, а общество ждет перемен. И поэтому мода на такой интерьер относительно кратковременна. Однако существуют люди, в характере которых некий нигилизм присутствует от природы: им нравится опровергать авторитеты и удивлять окружающих. Такие люди всегда необычно одеваются и оригинально обставляют свою квартиру. Если вы относитесь к их числу, запомните: основной идеей китч-интерьера является нигилизм в архитектуре, отрицающий художественные традиции и классические направления в дизайне помещений.

Китч – это бьющая в глаза несочетаемость цветов и предметов интерьера. Например, позолоченная или посеребренная лепнина по карнизу, ярко-синий потолок с крупными желтыми звездами, розовые стены, облицованные керамической плиткой с восточными мотивами полы и кадки с экзотическими комнатными растениями.

Классический стиль

Если вы консервативный, сдержанный, серьезный, педантичный, требовательный к себе и окружающим человек, в квартире, отделанной в классическом стиле (рис. 4), вы будете себя чувствовать комфортно.

Для этого стиля характерны элементы античной архитектуры, солидность и даже некоторая тяжеловесность. Вы можете комбинировать его с другими стилями, благодаря чему дизайн вашей квартиры получится оригинальным.

Поскольку жалюзи могут нарушить стилевую гармоничность классического интерьера, лучше задрапируйте окна легкими занавесями (тюлем), а поверх повесьте плотные шторы, например, из бархата.

Отличительными чертами данного стиля являются симметричность и точность, поэтому, например, для украшения комнаты подбирайте небольшие гравюры или картины одинакового размера и симметрично развесьте их на стенах.

Рис. 4. Гостиная в классическом стиле

Цветовую гамму для помещения в классическом стиле подбирайте осторожно, избегая резких, кричащих красок и смелых сочетаний тонов. Для этого стиля прекрасно подойдут спокойные, нейтральные, но при этом теплые тона: оттенки коричневого, песочный, оливковый.

Обои и ковры выбирайте однотонные или с неброским рисунком, а мебель – элегантную и строгую без легкомысленных украшений.

Контемпорари

Основные черты данного стиля – это удобство, простота и функциональность. Контемпорари сочетает в себе новейшие тенденции с традициями недавнего прошлого и часто используется как термин для обозначения стиля, лишенного очевидной принадлежности к прошлым историческим эпохам.

Этому стилю присущи округлые, обтекаемые формы, поэтому его элегантность достигается не за счет декора, а за счет линий. Для помещения в стиле контемпорари подбирайте модульную мебель, которая удачно вписывается практически во все современные квартиры.

Стоит отметить, что данный стиль не исключает присутствия элементов других стилей, а, напротив, может служить нейтральным фоном для этнических, экзотических и антикварных предметов интерьера.

Лофт

Отличительные черты помещения в подобном стиле – это многометровые потолки, окнавитрины, металлические балки, несущие конструкции. В убранстве квартиры преобладают металл, пластик и стекло, что создает в помещении неповторимую атмосферу.

Стены вы можете оформить просто, без излишеств: особым шиком считается состаренная кирпичная кладка, белая матовая эмульсия, а также гладкий бетон.

Полы сделайте дощатыми, покройте светлым прозрачным лаком и украсьте цветным ковриком или мохнатым флокати. Внутренние перегородки выполните из стеклоблоков. Ими же вы можете заменить окна.

Для меблировки используйте огромные кресла на колесиках, небольшие диваны и двусторонние стеллажи.

Зайдя в помещение, оформленное в стиле лофт, можно разглядеть его противоположный угол, так как обычно в таких квартирах изолируются только спальня, санузлы и подсобные помещения.

Минимализм

Минимализм предполагает предельную лаконичность форм, полное отсутствие декора, ясность композиции и монохромность. В крайнем своем выражении минимализм – это полный отказ от декоративных деталей: стены, крыша, дверь, окна для дома и кровать и стол для интерьера.

Если вы выбрали минималистический стиль (рис. 5), отделку в квартире делайте самую простую: в лучшем случае краска на стенах и паркет на полу. Допускается присутствие только самой необходимой мебели, которая должна иметь максимально простые контуры.

Для минималистов не существует интерьера – лучшим интерьером считается его отсутствие.

Рис. 5. Гостиная в стиле минимализм

Идеальный вариант – пустая комната, в которой стоит кровать с тумбочкой, или компьютерный стол с креслом, или диван с телевизором. Все функциональные элементы, которые не обладают достаточной монолитностью форм, спрячьте за перегородками.

При таком подходе к дизайну интерьера основной деталью, создающей его характер и настроение, является свет. Естественное освещение в разное время суток и всевозможные виды искусственной подсветки вам следует продумать до мелочей, поскольку именно свет способен оживлять и трансформировать пространство.

Модерн

Если у вас утонченный вкус и стремление всегда и во всем демонстрировать свою индивидуальность, выбирайте стиль модерн (рис. 6), для которого характерны изысканные, плавные и мягкие линии, напоминающие растительный орнамент, а также максимальное выявление фактуры и пластичности материала.

Модерн появился на рубеже XIX–XX веков. В России и Англии этот стиль называли модерном, а в Бельгии и Франции – ар нуво («новое искусство»).

В интерьерах, выполненных в стиле модерн, в основном встречается свободная планировка, разные уровни пола, большие оконные проемы. В то же время элементы декора сведены к минимуму.

Рис. 6. Гостиная в стиле модерн

В дизайне мебели декоративность стиля достигается в основном причудливостью линий, а не украшениями, резьбой и инкрустацией.

Чтобы сделать интерьер насыщенным, выбирайте обои, драпировку со стилизованными изображениями цветов, камыша, лебедей или украсьте росписью окрашенные в пастельные тона стены.

Неоклассика

Если в вашей квартире большие комнаты и высокие потолки, вы можете остановиться на неоклассическом стиле.

Отделать дом в таком стиле несложно, главное – украсить все рельефные фрагменты помещения растительным орнаментом и подобрать для интерьера стилизованную под старину или классическую мебель с позолоченными изображениями мифологических животных.

Регентство

Для этого стиля характерна симметричная композиция интерьера, включающая французскую мебель, красивые ткани, бумажные обои, зеркала, канделябры и люстры.

При выборе мебели отдавайте предпочтение предметам гарнитура из черной полированной фанеры. Важным предметом интерьера в подобном стиле является полу-балдахинная кровать.

При выборе этого стиля помните, что на фоне богатого оформления стен и потолков мебель должна играть второстепенную роль, то есть быть неброской, но в то же время изысканной.

Преобладающими должны быть яркие цвета, одна ко обязательно дополните интерьер помещения деталями белого и бледных оттенков светло-серого и кремового цветов. Типичным для такого стиля является резкий цветовой контраст, например насыщенный красный колер стен и белизна потолка.

Ренессанс

Это скорее декоративный, чем конструктивный стиль: полукруглые окна, облицованный мрамором пол, обшитый деревом потолок. Мебель должна иметь четкую форму и многочисленные украшения.

Обязательными предметами мебели помещения в ренессанском стиле являются украшенная позолотой кровать, сундук-кассоне с резьбой, инкрустацией и росписью, оформленный росписью шкаф, а также стол прямоугольной формы с толстой столешницей.

При оформлении интерьера в этом стиле в цветовой гамме должны сочетаться светлые, темные и яркие тона.

Рококо

В цветовой гамме интерьера в стиле рококо (рис. 7) должны преобладать нежные пастельные тона. Наиболее популярными являются сочетания белого с голубым, зеленым, розовым и золотым.

Рис. 7. Спальня в стиле рококо

Интерьер должен представлять собой целостный ансамбль со стилевым решением квартиры, декором стен и потолков, мебелью, украшениями и, кроме того, соответствовать характеру вашего жизненного уклада.

Резьба по дереву в декоративном убранстве мебели стиля рококо занимает весьма скромное место. Вам лучше заменить ее бронзовыми накладками и обработкой цветным лаком.

Обязательными предметами мебели в помещении в стиле рококо являются секретер на высоких ножках со множеством отделений, картоньерка (шкафчик для бумаг), комод, разнообразные тумбочки, канапе, шезлонг, бертер (глубокое кресло) и комфортный диван.

Главный же предмет квартиры в этом стиле – это невысокий камин, облицованный мрамором и заставленный часами, канделябрами и фарфоровыми статуэтками.

Скандинавский стиль

Основными чертами скандинавского стиля интерьера являются натуральность, простота, естественность и сдержанность.

Интерьер в скандинавском стиле должен содержать минимум декора. Выберите для него светлые естественные тона из натуральных материалов: дощатые полы из светлого дерева, оклеенные однотонными обоями стены, простую деревянную мебель.

Техно

В архитектуре домов в этом стиле используется прием наружных конструкций, вынесенных за пределы зданий. Их металлический каркас, окрашенный, как правило, в яркий цвет, напоминает контуры технических сооружений: высоковольтных линий, подъемных кранов, корабельной оснастки. Коммуникации в таких постройках вынесены за пределы стеклянных стен и к тому же имеют еще и разную окраску, служа своеобразным украшением.

Интерьеры в стиле техно ассоциируются с предметами из ремонтных мастерских и заводских цехов, железнодорожных станций и складов. Для них характерны открытые балки перекрытий с осветительными приборами, антресоли в виде помостов, винтовые лестницы, а также тяжелые металлические двери.

В интерьере в стиле техно создается ощущение техногенной катастрофы, при которой в стекло и металл внутреннего убранства «врезается» кусок кирпичной стены неправильной формы с торчащей арматурой.

Мебель напоминает оборудование комнат для рабочих заводов: стальные шкафы, а также шкафы в виде поставленных друг на друга металлических контейнеров. В мебели, перегородках и открытых полках этого стиля широко используются гофрированные и перфорированные металлические листы. Вы можете сделать из них табуреты и стулья на ножках из гнутых труб.

Важный элемент мебели этого стиля – стеклянные столики на складывающихся ножках или роликах.

Диваны с низким и глубоким сиденьем и металлическими подлокотниками и ножками имеют синтетические съемные чехлы, к которым пришиты кармашки для пульта, газет, книг и т. д. Кресла, как правило, делают из пластика. Вместо них иногда используют бесформенные пуфы, ассоциирующиеся с брошенным на складе мешком.

Популярными цветами в интерьере в стиле техно являются серый, бордовый, хаки, металлик и «кэмэл» (грязно-рыжий).

Важной частью интерьера в стиле техно являются осветительные приборы. Светильники должны напоминать профессиональную аппаратуру с длинными проводами, штативами и шарнирами, а напольные и настольные лампы поворачиваться, вытягиваться и складываться под разными углами.

Французский стиль

Чтобы обставить квартиру во французском стиле, выбирайте витую металлическую мебель изящного дизайна, отдавая предпочтение серебру, позолоте и бронзе.

Для украшения интерьера используйте роскошные ткани – бархат, шелк и лен приглушенных оттенков с гладкими узорами. Окна задрапируйте и оформите ламбрекенами.

Функционализм

Если вы цените умеренность и удобство во всем, отдайте предпочтение функциональному стилю, которому свойственны простые формы, многофункциональные, мобильные вещи: кресло-кровать, диван-кровать, кухонный уголок, складной столик на роликах и т. п.

Для стен выбирайте светлые обои, для окон – строгие жалюзи или шторы, для полов – паркет или линолеум, а также ковер с пестрым, но в то же время неброским узором.

Хай-тек

Если вы мечтаете о доме, напоминающем космический корабль или квартиру будущего, выбирайте стиль хай-тек (рис. 8), который в настоящее время является самым модным в дизайне интерьера.

Окна

В качестве занавесей для окон в стиле хай-тек, выбирайте вертикальные или горизонтальные жалюзи. Если же вы не хотите, чтобы комната напоминала офис, задрапируйте окна неяркими, однотонными шторами.

Стены

При оформлении помещения в стиле хай-тек откажитесь от обоев и отдайте предпочтение светлой краске. Наиболее подходящие цвета для окрашивания стен – это белый, светло-серый, песочный и бежевый.

Рис. 8. Комната в стиле хай-тек

Украшать стены не следует, однако вы можете повесить на них современные авторские фотографии в металлических рамках или картины с абстрактным изображением.

Освещение

Оформляя помещение в стиле хай-тек, забудьте о классических люстрах и хрустальных бра. Оборудуйте комнату многочисленными встроенными светильниками в сочетании с каскадом небольших подвесных галогенных ламп, которые вы можете подвесить как на одинаковом, так и на разных уровнях.

Также можете использовать струнные светильники и натяжные осветительные системы, которые позволят моделировать пространство, привлекая внимание к одним предметам интерьера и скрывая другие, менее выигрышные.

Струнные светильники позволяют визуально разделить помещение на функциональные зоны, создав границу между гостиной и спальней или кухней и холлом.

Для освещения помещения в подобном стиле можете использовать софиты всевозможных конфигураций. Вы можете повесить их и в гостиной над мягким креслом или диваном, и в кухне над рабочим или обеденным столом.

Мебель

Столы с круглыми стеклянными столешницами, стулья с металлическими ножками и спинками, журнальные столики на колесиках, стеллажи со стеклянными полками – это далеко не полный перечень обстановки помещения в стиле хай-тек.

Для интерьера в стиле хай-тек идеальной является мягкая мебель с однотонной обивкой.

Вообще все предметы мебели выбирайте спокойных тонов, однако при создании интерьера помните, что в комнате должно быть одно яркое пятно, например диван или кресло синего или красного цвета.

Если вы любите эксперименты, то можете приобрести диван-трансформер, состоящий из модулей и имеющий съемные чехлы, а также кожаные стулья, меняющие окраску при прикосновении к ним, и прозрачный шкаф.

Дополнительные детали

Дополнительными деталями интерьера в стиле хай-тек являются однотонный ковер с длинным ворсом, плед или покрывало с рисунком под леопарда, шкура медведя или тигра, большой аквариум, компьютер. При выборе последнего обратите особое внимание на цвет корпуса монитора и системного блока: предпочтение нужно отдавать не унылым серым ящикам, а технике из цветного пластика.

Эклектика

Если вам по душе, например, стиль хай-тек, но в то же время вы не можете расстаться со старым бабушкиным комодом или секретером, выбирайте эклектический стиль (рис. 9), который предполагает идеальное сочетание разных стилей не только во всей квартире, но даже в одной комнате.

Рис. 9. Гостиная в стиле эклектика

Смешение стилей часто становится необходимым, если в квартире проживает семья из нескольких человек, принадлежащих разным поколениям. Как правило, у каждого члена такой семьи свои вкусы, и каждому из них необходимо иметь в квартире уголок, где он будет чувствовать себя комфортно.

Продумывая дизайн квартиры в стиле эклектика, остановитесь на сочетании близких друг к другу исторических стилей, например ампир и классицизм, модерн и барокко. При таком подходе в вашем интерьере вещи будут сочетаться гармонично.

Если вы сторонник смелых экспериментов, можете намеренно противопоставить предметы мебели разных стилей и тем самым создать совершенно неповторимый дизайн. В такой квартире старинные полотна живописцев могут соседствовать с произведениями современных художников, современная мягкая мебель – со старым комодом или канапе, кровать с резными спинками – со стеклянными стеллажами и т. п.

Главное в этом случае – акцентировать внимание на деталях, потому что именно они объединяют разные по стилю вещи. Например, если вы хотите сделать основным элементом гостиной диван яркого цвета, тщательно продумайте цветовое решение комнаты.

Экспрессионизм

Этому стилю присущи легкость и живописность, что достигается гармонией красок и сочетанием света и тени. При отделке квартиры выбирайте как сочные и яркие, так и блеклые и размытые цвета.

При дизайне квартиры в этом стиле наряду с центральным освещением разместите подсветку в виде красивых бра или торшеров, дающих мягкий, приглушенный свет, можно зеленоватый или розоватый. Абажуры для таких ламп должны быть изготовлены из легких материалов светлых тонов.

Если вы выбрали для интерьера экспрессионизм, вам лучше обставить квартиру пластиковой или плетеной мебелью, а на окна повесить жалюзи.

Отделка потолка и стен

Потолок и стены являются главными элементами помещения, и способов их отделки в настоящее время существует множество. Все зависит как от вашего вкуса и желания, так и от ваших финансовых возможностей.

Если вы хотите сделать перепланировку, отделка потолка и стен займет у вас намного больше времени: возведенные в другой части дома перегородки потребуют не только окраски или оклеивания ее обоями, но и оштукатуривания, устройства звуко– и шумоизоляции, оборудования дверью и т. п.

Если вы ничего не хотите менять в планировке квартиры, вам потребуется традиционная отделка потолка и стен: побелка, покраска или оклеивание обоями. Выбор стройматериалов будет полностью зависеть от предполагаемого стиля интерьера.

Возведение и снос перегородок

Без перепланировки квартиры не обходится ни один серьезный ремонт. Ведь зачастую случается так, что семья чувствует себя некомфортно в квартире только по причине неподходящей ее планировки. Поэтому и «подгоняет» ее под свои запросы с учетом количества проживающих в доме, их вкусов, привычек и, конечно, эстетических пристрастий.

Если вы задумали перепланировку в квартире, сначала реально оцените свои желания и возможность их воплощения. Кроме того, вам следует четко знать: какие стены ломать можно, а какие – нельзя. Если вы не уверены в своих знаниях, пригласите специалиста по перепланировке, который определит, насколько осуществима ваша идея, и посоветует, в какой последовательности вам лучше всего делать ремонт.

Как согласовать перепланировку

Чтобы воплотить свой проект в жизнь, вам необходимо согласовать перепланировочные решения в различных государственных инстанциях.

Согласно действующим законам, на перепланировочные работы необходимо разрешение межведомственной комиссии. Но чтобы его получить, вам придется оформить различные документы в других организациях, которые несут ответственность за безопасность и сохранность жилья. Это и собственник дома, и управление окружного архитектора, и органы Госпожнадзора, Госсанэпиднадзора, и Государственная жилищная инспекция, и эксплуатирующие органы.

Даже устройство новых дверных проемов и перенос существующих – очень ответственная процедура, которая может привести к снижению несущей способности стены здания. Поэтому такие работы тоже относят к перепланировочным.

На оформление всех этих документов у вас в лучшем случае уйдет около месяца, поэтому, задумав перепланировку, обратитесь в дизайнерскую или ремонтно-строительную фирму, которая предоставляет клиентам услуги по оформлению разрешения на перепланировку.

Действующее на момент написания этой книги «Положение о порядке оформления разрешения на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах» определяет понятия «перепланировка» и «переоборудование».

Переоборудование включает в себя:

– установку бытовых электроплит взамен газовых или кухонных очагов;

– перенос электрических сетей, нагревательных сантехнических и газовых приборов;

– устройство вновь или переоснащение существующих туалетов и ванных комнат;

– устройство новых вентиляционных каналов;

– прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов и устройств для установки душевых кабин, джакузи, стиральных машин повышенной мощности и прочих сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Перепланировка включает в себя:

– перенос и разборку перегородок;

– перенос и устройство дверных проемов;

– устройство дополнительных кухонь и санузлов;

– снос межкомнатных перегородок;

– расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений;

– устройство новых или переоборудование существующих тамбуров;

– ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения.

Какие работы запрещены

При перепланировке квартиры запрещено выполнять работы, ведущие к снижению несущей способности и эксплутационной пригодности здания, к снижению его технической долговечности, ухудшению его внешнего архитектурного облика. Кроме того, нельзя осуществлять работы, нарушающие строительные, ремонтные, противопожарные и санитарно-гигиенические требования, а также Закон об охране историко-культурного наследия.

Перепланировка квартир в домах, находящихся под охраной государства как объекты историко-культурного наследия, осуществляется только с разрешения Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия.

К ним относятся:

– работы, приводящие к снижению несущей способности конструкций (оснований фундаментов, перекрытий, опор, колонн, стен, балок, простенков, конструкций крыш и плоских кровель), а также гидро-, паро-, тепло-и звукоизоляции, био– и огнестойкости ограждающих и несущих конструкций;

– работы, ведущие к нарушению функций систем вентиляции, дымо– и газоудаления, а также к ухудшению параметров инженерно-технического оборудования дома или отдельных его помещений;

– оборудование и переоборудование жилых и нежилых помещений, лоджий, балконов, террас, а также чердаков и плоских кровель для содержания животных;

– перепланировка квартир, которая лишает часть их жильцов возможности пользования кухней, туалетом, душем, ванной;

– устройство жилых комнат без естественного освещения;

– установка перегородок, попадающих в оконные проемы.

Как сделать проем в стене

Выбирая место дверного проема и его размер, учтите, что железобетонная или кирпичная капитальная стена в квартирах имеет толщину 120–400 мм и, согласно строительным нормам, из нее можно удалить часть от 700 до 2000 мм в ширину и до 2100 мм в высоту. При этом проем следует располагать в середине стеновой панели на расстоянии не менее 600 мм от внешней стены квартиры.

Если ваша квартира располагается на 1—4-м этаже, ширина проема должна быть не более 900 мм, поскольку ее превышение вызовет необходимость установки дополнительных укреплений.

Для выполнения работ по устройству проема в стене вам потребуется отбойный молоток или дрель с перфораторной насадкой. Если вы решили выпилить проем, то выбирайте не обыкновенную пилу, а дисковую фрезу с алмазными сегментами, приводимыми в действие гидропроводом. Только такой инструмент способен разрезать толстый бетон, армированный стальными стержнями диаметром 4—12 мм.

Дверную коробку приобретите до того, как начнете осуществлять работы по перепланировке. Это позволит вам сделать проем более аккуратным.

Фрагмент несущей стены лучше всего выпиливать, поскольку удары молотка могут привести к образованию трещин в железобетонных стеновых панелях. Пользуясь фрезой, вы сделаете процесс ремонтных работ безопасным для здания в целом.

Наметив на стене контуры будущего проема, с помощью дисковой фрезы сделайте контурные прорези на глубину 140 мм. Затем по этому контуру выпилите проем на всю толщину стеновой панели. Выпиленную часть панели немного наклоните, а затем снимите. После этого подготовьте швеллеры обрамляющего каркаса к сварке. Затем смонтируйте каркас.

Куда обращаться после окончания работ по перепланировке

После окончания работ по перепланировке квартиры вам следует обратиться в бюро технической инвентаризации (БТИ), сотрудники которого внесут соответствующие изменения в технический паспорт на строение. После этого вы получите новую копию плана вашей квартиры – официальный документ, который может быть использован, например, при составлении завещания, продаже, обмене или дарении недвижимости.

Легкие сборные и трансформируемые перегородки

Для временного или постоянного разделения помещений вы можете использовать легкие сборные перегородки, которые по своим конструктивным признакам делятся на каркасные, панельные и каркасно-панельные.

Каркасные перегородки состоят из обшитого с двух сторон листовыми материалами каркаса и внутренней части из звукоизоляционных материалов.

Если у вас нет возможности приобрести готовую каркасную перегородку или нетоксичный звукоизоляционный материал для нее, вы можете обшить каркас двумя слоями листовых материалов.

Каркас состоит из деревянных стоек (брусков), закрепленных между полом и потолком с определенным шагом, и направляющих брусков, прикрепленных к полу и потолку. Листы обшивки следует установить вертикально и прикрепить к брускам-стойкам.

Панельные перегородки состоят из панелей шириной от 500 до 600 мм в зависимости от ширины перегораживаемого помещения. Размер панели по ширине выбирайте таким образом, чтобы между стенами перегораживаемого помещения размещалось целое количество панелей без остатка. Высота панели должна быть равна высоте перегораживаемого помещения с зазором в несколько сантиметров для закрепления с направляющими брусьями.

Панели перегородок соединяются между собой с помощью шипа и паза, а к стене крепятся вертикальными брусками.

Панельная перегородка состоит из каркаса и двусторонней обшивки. Для устройства стационарной перегородки подобной конструкции вам понадобятся полупанели шириной 900—1200 мм и высотой, равной высоте помещения. К краям полупанели прикрепите стойки из дерева или из обрезков листового материала, приставьте листы к заранее закрепленным на потолке и полу брусьям-направляющим и прибейте или привинтите к ним гвоздями или шурупами.

Для каркасно-панельных перегородок заготовьте трехслойные панели высотой, равной высоте помещения, и соедините их со стойками, закрепленными между полом и потолком.

Подобная конструкция позволит вам быстро смонтировать перегородку, даже если в ремонтируемом помещении высокий потолок. В этом случае вы можете сделать панели из двух частей по высоте – это облегчит их монтаж. Такую перегородку впоследствии можно легко разобрать и перенести на другое место.

Разновидностью легких сборных и разборных перегородок являются трансформируемые перегородки, которые представляют собой шкафы: разделяя помещение подобно обычной перегородке, они одновременно выполняют функцию мебели.

Монтаж каркасных перегородок

Сначала заготовьте для стоек и направляющих каркаса деревянные бруски сечением 30–50 х 50—100 мм. Выбирайте хорошо оструганные брусья с прямоугольным сечением.

Высушенные и обработанные брусья каркаса распилите по размерам помещения. Высота стоек каркаса должна быть равна расстоянию от пола до потолка, однако из этой величины следует вычесть толщину брусьев верхней и нижней направляющих, длина которых должна быть равна расстоянию между стенами комнаты.

При нанесении линии установки перегородки следите за тем, чтобы она была строго перпендикулярна стенам.

Нанесите на поверхности потолка и пола линию установки перегородки и приступите к закреплению направляющих брусков.

Для этого в основании полов сделайте отверстия с шагом 500–600 мм и установите в них деревянные пробки.

Вдоль линии пробок приложите брус широкой стороной вниз и на его боковой грани отметьте расположение пробок. После этого прикрепите брус к пробкам.

Чтобы шурупы и гвозди попали точно в пробки, вы можете воспользоваться другим приемом. Для этого просверлите отверстия в местах предполагаемого крепления брусьев, приложите брусья к потолку и полу по намеченным линиям установки перегородки, а потом наметьте места пробок с помощью длинного гвоздя и молотка.

После закрепления нижнего и верхнего брусьев-направляющих приступите к установке стоек. Первую стойку прикрепите к стене с помощью гвоздей и пробок, а остальные поставьте через каждые 600 мм и закрепите с помощью столярных соединений или длинных гвоздей, забиваемых под углом в стойку. Обязательно проверьте вертикальность стоек с помощью отвеса.

В месте дверного проема раздвиньте стойки на ширину дверной коробки, а на высоте, равной высоте дверной коробки, закрепите горизонтальный брус.

Чтобы порог не получился слишком высоким, спилите участок нижнего бруса-направляющего в месте установки двери.

Когда каркас будет собран, приступите к обшивке его гипсокартонными листами, прикрепив их к деревянному каркасу оцинкованными гвоздями с широкими шляпками или шурупами. При этом забивайте гвозди по периметру каждого листа через 400 мм, отступая от кромки на 10–20 мм. Стыки между листами и места примыкания гипсокартона к стенам, полу и перекрытию заделайте шпаклевкой. Места стыков в процессе заделки оклейте миткалью с последующей шпаклевкой.

Готовую перегородку вы можете оклеить обоями или другими рулонными материалами, а также окрасить.

Если вы хотите сделать звукоизоляцию, заполните перегородку прошивными минерало-ватными плитами, закрепив их на внутренней стороне одного из листов клеем. Для этого сначала обшейте одну сторону перегородки, а затем закрепите плиты и приступите к обшивке другой стороны.

Если высота перегородок больше 2,5 м, вам придется стыковать гипсокартонные листы по вертикали. Делая это, следите за тем, чтобы стыки не располагались друг напротив друга с разных сторон. В местах стыков закрепите поперечные бруски, которые создадут необходимую жесткость.

Для изготовления панельной сборно-разборной перегородки сначала наметьте место ее установки на полу и на потолке.

Чтобы потери были минимальными, разрезайте гипсокартонные листы пополам по ширине.

Если предусматривается дверной проем, наметьте на полу место его расположения и ширину дверной коробки. Затем большее расстояние от стены до двери разбейте на отрезки, равные ширине панели. Делайте это с таким расчетом, чтобы их количество укладывалось без остатка от стены до дверного проема.

Таким же образом разметьте меньший отрезок от двери до дверного проема.

Определив ширину панелей, изготовьте каркасы из брусьев сечением 50 х 70 мм. В вертикальных брусьях сделайте пазы шириной 5 мм и глубиной 10 мм посередине внешней широкой грани. Затем соедините брусья между собой в виде рамы и обшейте с двух сторон гипсокартонными листами. При необходимости сделайте звукоизоляцию из минераловатных плит или засыпки из вспученного перлита или шлака.

Для прикрепления панелей к полу и потолку изготовьте специальное распорное устройство (рис. 10) – швеллер, согнутый из листовой стали толщиной 2–3 мм, внутренняя ширина между полками которого равна толщине перегородки, а длина – 80-100 мм.

Посередине швеллера просверлите отверстие диаметром 6–8 мм, а с внутренней его стороны к отверстию приварите гайку с резьбой такого же диаметра, в которую ввинтите болт с головкой конусообразной формы с заостренным концом.

Швеллер прикрепите к месту стыка таким образом, чтобы болт входил в вертикальные пазы. Чтобы прочно закрепить панели между полом и потолком, завинчивайте швеллер гаечным ключом до тех пор, пока головка болта своим острием не упрется в потолок. В железобетонном перекрытии в месте стыка острия болта с потолком сделайте насечку, которая исключит скольжение винта в случае его ослабления.

Рис. 10. Монтаж панельной сборно-разборной перегородки: а – закрепление панели сборно-разборной перегородки с помощью швеллера; б – общий вид швеллера и место его установки

Для монтажа перегородки сначала в месте ее установки на полу закрепите рейку, которая будет служить направляющей. После этого в вертикальном положении поднесите панель к стене и установите на пол вдоль направляющей. Проверьте вертикальность панели с помощью отвеса и, если нужно, подложите под нее кусок фанеры или деревянной рейки.

Установите шпонку из полоски фанеры или древесно-волокнистой плиты толщиной 4–5 мм и шириной 17–18 мм в паз панели. Временно закрепите панель с помощью распорок, затем наложите на ее верхнюю грань швеллер так, чтобы болт вошел в паз боковой грани на половину диаметра. Затем приступите к монтажу следующей панели: поднесите ее к месту установки, приставьте к направляющей и надвиньте на шпонку предыдущей панели. При этом шпонка должна войти в паз боковой грани панели, а швеллер – лежать на стыке панелей. Далее встаньте на монтажный столик и гаечным ключом завинтите болт в перекрытие до упора. Таким же образом закрепите оставшиеся панели.

Если вы захотите поменять местоположение перегородки, раскрутите поочередно распорные винты и демонтируйте панели.

Если предусматривается дверной проем, в местах его установки поставьте дополнительные вертикальные брусья, закрепите их между полом и потолком, а затем прикрепите к панелям.

Монтаж перегородок без каркаса

Способ 1. Если вы хотите смонтировать сборную панельную перегородку без каркаса (рис. 11), сделайте вместо него ребра жесткости из обрезков гипсокартонных листов и прикрепите их к листу обшивки, чтобы получилась полупанель (рис. 12).

Для этого выберите несколько поврежденных или бракованных листов и разрежьте их на полосы шириной 100 мм и высотой, равной расстоянию от пола до потолка минус две высоты направляющих деревянных брусьев. Далее посередине гипсокартонного листа приклейте 4–5 сложенных стопкой полос. Чтобы они хорошо держались, закрепите их через каждые 30 мм шурупами длиной 60 мм.

К потолку и основанию пола прикрепите два направляющих бруса сечением 30 х 50 (40 х 60) мм. После этого установите полупанель вертикально и прижмите к направляющим брусьям. При этом верхний и нижний края листа должны плотно примыкать к брусьям, а ребро жесткости – располагаться в пространстве между ними.

Рис. 11. Конструкция сборной перегородки из гипсокартонных листов без каркаса (размеры даны в мм): а – общий вид полупанели; б – узел крепления полупанели к направляющей; в – схема монтажа перегородки

Рис. 12. Последовательность изготовления полупанели (размеры даны в мм): 1 – раскрой гипсокартонного листа для получения элементов обшивки; 2 – раскрой гипсокартонного листа для получения полос ребер жесткости; 3 – гипсокартонный лист; 4 – ребра жесткости из полос гипсокартона; 5 – панель перегородки

Чтобы исключить появление большого зазора между потолком и полупанелью, поднимите последнюю с помощью доски, установленной на брусок до упора гипсокартонного листа в потолок. После этого прикрепите полупанель к верхнему и нижнему брусьям гвоздями или шурупами с шагом 300 мм. Следующую полупанель установите рядом.

Сделайте такое количество полупанелей, чтобы их хватило для обшивки перегородки с двух сторон. При этом учтите, что для устройства одной перегородки в комплекте полупанелей должно быть два доборных листа.

Приступая к обшивке гипсокартонными листами другой стороны перегородки, сначала закрепите доборный лист, а его свободную кромку уложите на ребро жесткости противоположной панели и прикрепите к нему шурупами.

Способ 2. Перегородку без каркаса можно смонтировать из панелей шириной 600 мм, толщиной 82–84 мм и высотой, равной высоте от пола до потолка минус 50–60 мм.

Сначала в соответствии с намеченными размерами нарежьте листы для обшивки панелей, а из бракованных листов или обрезков сделайте полосы шириной 70—100 мм. Лист обшивки положите на рабочий стол и разместите по его контуру нарезанные полосы в виде стопки в 3–5 слоев. При этом полосы на правом краю листа должны выступать на 20 мм по высоте, а на левом, наоборот, отступать от края на 20 мм.

Полосы и лист смажьте клеем и положите сверху другой лист обшивки. Если предполагается звукоизоляционный слой, то до укладки второго листа заполните внутреннее пространство теплоизоляционным материалом.

На верхний лист положите груз и дайте высохнуть клею. Затем листы по контуру дополнительно закрепите шурупами длиной 50–60 мм с шагом 300 мм с обеих сторон. Таким же образом сделайте другие панели. В результате у вас получится набор панелей сборной легкой перегородки, которые будут соединяться между собой по типу «паз – гребень».

Установить и закрепить панели вы можете описанным ранее способом 1.

Способ 3. Закрепите на потолке направляющий брус сечением 50 х (40–50) мм. Перегородку сделайте из четырех целых гипсокартонных листов, которые вам следует состыковать внахлест с заходом на 600 мм.

Между полом и потолком закрепите временные деревянные стойки с шагом 600 мм в местах крепления первого листа, стыковки листов, у дверной коробки, а также посередине каждого листа.

Между стойками и направляющими обязательно оставьте зазор, равный толщине листа.

Первый ряд листов прикрепите в нескольких местах к временным стойкам мелкими гвоздями с таким расчетом, чтобы потом их можно было легко демонтировать. Помимо этого, прикрепите листы с внешней стороны к направляющему брусу гвоздями или шурупами. Установив и закрепив первый ряд листов, наклейте на гипсовую мастику второй ряд с помощью правила. Таким же образом смонтируйте третий и четвертый ряды листов. Последний ряд наклейте на мастику, а затем прикрепите к направляющему брусу гвоздями или шурупами.

Монтаж трансформируемых перегородок

В настоящее время существует огромное количество конструктивных решений трансформируемых перегородок, однако легче всего в домашних условиях изготовить легкую раздвижную перегородку в виде двух дверных полотен (рис. 13), которые передвигаются по двум обособленным направляющим и при открытом проеме прячутся в специальную нишу (карман). Также вы можете изготовить легкую мягкую перегородку и перегородку в виде раздвижной двери на верхней подвеске.

Рис. 13. Общий вид легкой раздвижной перегородки

Легкая раздвижная перегородка. Полотна такой перегородки вы можете сделать в виде панели трехслойной конструкции или в виде остекленной рамы.

В первом случае из деревянных брусков сечением 40 х 50 мм вам нужно изготовить раму с поперечным бруском посередине и с обеих сторон обшить ее древесно-волокнистыми плитами. При необходимости внутреннее пространство рамы вы можете заполнить звукоизоляционными материалами. Поверхность полотен оклейте пленочными или рулонными материалами.

Вместо ДВП вы вполне можете использовать декоративную фанеру, бумажно-слоистый пластик, а также другие листовые материалы.

Для изготовления остекленной рамы (рис. 14) вам потребуются бруски обвязок (горбыльков). В заготовках выберите фальцы для установки стекол. Кроме того, заранее заготовьте штапики для закрепления стекла в фальцах.

Горбыльки для разбивки рамы на более мелкие участки сделайте из брусков, толщина которых равна обвязкам, а ширина составляет 24–40 мм.

В торце верхней обвязки полотна выберите паз трапециевидной формы размером приблизительно 20 х 20 мм. В нижнем торце обвязки с двух сторон полотна на расстоянии 150–200 мм от его углов закрепите два ролика. Если они небольшого размера, прикрепите их удерживающими пластинами непосредственно к торцу обвязки. Для крепления роликов большого диаметра выберите шпунт на глубину, равную радиусу ролика плюс 5 мм.

Рис. 14. Изготовление остекленной рамы для перегородки:

а – общий вид остекленной рамы; б – узлы сопряжения с полом и потолком; в – общий вид ролика: 1 – направляющая рейка; 2 – полотно перегородки; 3 – ролик; 4 – нижние направляющие

По линии движения полотен на полу сделайте две параллельные друг другу направляющие в виде канавок прямоугольного сечения глубиной не более 6–8 мм и такой шириной, которая обеспечит свободное движение роликов. Канавки вы можете изготовить из двух металлических уголков 25 х 25 мм, между которыми уложен металлический стержень прямоугольного сечения.

Чтобы перегородка была устойчивой и находилась в вертикальном положении, в верхней части перегораживаемого проема разместите доску и закрепите на ней две направляющие рейки трапециевидной формы сечением 18 х 20 мм и длиной, равной длине проема.

Чтобы при выдвижении одного из полотен за ним двигалось другое, в нижней части каждого прикрепите обрезок алюминиевого уголка размером 25 х 25 х 30 мм. При этом выступающие полки уголков при выдвижении первого полотна должны накладываться друг на друга. Если хотите, замените алюминиевые уголки деревянными брусками.

На вертикальной обвязке первого полотна прикрепите штапик притвора с пазом трапециевидной формы сечением 18 х 20 мм, а на стене в месте примыкания полотна – штапик соответствующей формы и размера.

Карман для задвигания полотен перегородки должен быть шириной 190–200 мм и длиной, равной ширине полотна минус 40–45 мм. Вы можете сделать его из брусков, укрепив их между полом и потолком. С обеих сторон обшейте карман гипсокартоном, ДСП, ДВП или другими листовыми материалами, а затем отделайте с учетом отделки стен перегораживаемого помещения.

Торцы стенок кармана прикройте штапиками из реек сечением 55 х 15 мм таким образом, чтобы между ними получился проем для двух полотен шириной 100–115 мм.

Для изготовления кармана вы можете использовать облицованные шпоном под цвет мебели в комнате древесностружечные плиты.

В нижней части стены внутри кармана установите доску с резиновыми ограничителями. Места примыканий кармана к стене прикройте штапиками. Все деревянные элементы вы можете покрыть прозрачным лаком.

Легкая мягкая перегородка. Для изготовления такой перегородки (рис. 15) вам потребуются пленочные материалы на тканевой основе, деревянные бруски и ролики. Мягкую перегородку рекомендуется использовать в помещениях высотой 2,6–2,7 м.

Для устройства перегородки прежде всего разметьте место ее установки. Затем просверлите в брусьях сечением 55 х 40 мм и длиной, равной расстоянию между стенами, отверстия диаметром 2 мм. Отверстия должны быть по всей длине брусьев на расстоянии 600–800 мм одно от другого.

После этого приложите брусья к потолку вдоль линии разметки и шилом отметьте места установки дюбелей или пробок. Закрепите брусья и с обеих их сторон шурупами с шагом 600–800 мм прикрепите рейки сечением 25 х 100 мм. В нижней части реек закрепите по два металлических уголка, длина которых должна быть на 60–65 мм меньше длины брусьев, что обеспечит возможность установки роликов.

Рис. 15. Общий вид мягкой перегородки

Между полками уголков оставьте зазор в 4–5 мм, по которому будет продвигаться пластинка, соединяющая ролики с перегородкой. Пластинку сделайте из куска текстолита, алюминия или стали толщиной 2–3 мм. Ее размер должен быть 60 х 70 мм.

В верхней части пластинки просверлите два отверстия диаметром 5–6 мм, расстояние между центрами которых должно быть 30 мм. В этих отверстиях на оси закрепите две пары роликов диаметром 25–28 мм.

При использовании роликов диаметром больше указанного увеличьте ширину боковых планок и опустите ниже уголки.

Там же прикрепите так называемые ползунки, которые будут обеспечивать плавное передвижение вертикальных планок при открывании и закрывании мягкой перегородки (рис. 16).

Нижнюю часть пластины присоедините к ведущей вертикальной планке перегородки с помощью двух уголков размером 25 х 25 х 60 мм.

Для каркаса возьмите рейки сечением 30 х (10–15) мм в количестве, необходимом для выбранной длины перегородки. При расчете количества реек учитывайте, что они должны соединяться между собой попарно и располагаться друг от друга при закрытой перегородке на расстоянии 140–150 мм.

После этого нарежьте полоски тонкого бумажно-слоистого пластика размером 25 х 70 мм в количестве, равном числу реек.

Ведущую вертикальную планку изготовьте из бруса сечением 55 х 85 мм или сделайте из нескольких планок меньшего сечения. На одной из боковых граней выполните обеспечивающий плотное примыкание перегородки к стене гребень.

Рис. 16. Легкая мягкая перегородка (размеры даны в мм): а – общий вид перегородки; б – узлы и детали перегородки: 1 – шурупы; 2 – искусственная кожа; 3 – ведущая планка; 4 – рейки

Также заготовьте полотнище материала для перегородки шириной 450–470 мм и длиной, равной высоте перегородки. Нижнюю и верхнюю кромки полотнищ обязательно обработайте.

Чтобы смонтировать перегородку, к верхнему торцу ведущей вертикальной планки шурупами прикрепите пластинку с роликами, а затем временно закрепите на столе или полу планку в горизонтальном положении гребнем вниз.

После этого возьмите полотнище, уложите его серединой на планку и прибейте к ней мелкими гвоздями с широкой шляпкой по всей длине с шагом 200–250 мм.

Сверху уложите рейку сечением 30 х 15 мм и прикрепите ее шурупами к ведущей планке. Затем заверните края полотнища по длине, наложите их на рейку и закрепите гвоздями.

В верхней части рейки шурупами длиной 8–9 мм прикрепите пластинку с ползунками и только потом укладывайте следующую рейку и закрепляйте ее шурупами. Таким же образом монтируйте остальные полотнища рейки.

На последней рейке, примыкающей к стене, установите три металлические пластины размером 80 х 50 мм с отверстиями для крепления к пробкам или дюбелям в стене.

Смонтированную перегородку поднесите к проему в стене и с помощью роликов на направляющую навесьте ведущую вертикальную планку. Для облегчения установки всю остальную часть перегородки сверните, а затем одну за другой заведите в направляющие рейки с ползунками и полотнищами материала.

После установки перегородки прикрепите к установленным на стене пробкам последнюю планку и прикройте места креплений нащельниками. Все деревянные детали покройте лаком.

Рис. 17. Общий вид перегородки в виде раздвижной двери на верхней подвеске

Раздвижные двери на верхней подвеске. Полотна дверей для такой перегородки (рис. 17) должны быть облегченными. Лучше всего использовать каркасное полотно, обшитое тонколистовыми материалами.

Пластинку с роликами и крепежными уголками вы можете сделать таким же образом, как и для мягкой перегородки, но ширина нижних полок крепежных уголков должна составлять 15 мм. Связано это с толщиной двери, равной 40 мм.

Для крепления направляющей вам потребуются три стальные пластины размерами 130 х 60 х 3 мм. В них на расстоянии 7–8 мм от верхнего и нижнего краев просверлите по два отверстия под шурупы длиной 50–60 мм. После этого разместите пластины на деревянном брусе сечением 50 х 55 мм так, чтобы их верхний край с отверстием выступал из плоскости бруса на 15 мм.

Далее на расстоянии 5 мм от бруса закрепите уголок с полками 25 х 25 мм.

Подготовленную конструкцию (рис. 18) прикрепите к пробкам или дюбелям, заранее установленным над дверным проемом.

Три оставшиеся пластинки размером 65 х 60 мм тоже прикрепите к уголку с полками размером 25 х 25 мм, а потом к брусу таким образом, чтобы уголок располагался напротив установленного прежде уголка с зазором в 5 мм между нижними полками.

К верхней обвязке дверного полотна прикрепите пластинки с роликами. В нижней обвязке сделайте паз глубиной 22 мм и шириной 4–5 мм.

Рис. 18. Перегородка в виде раздвижной двери на верхней подвеске: а – общий вид двери; б – углы и детали верхней подвески и нижней направляющей: 1 – шурупы; 2 – брус; 3 – карниз; 4 – ролики; 5, 7 – уголки; 6 – дверное полотно; 8 – резиновая полоса

В месте установки порога прикрепите к полу уголок с полками 20 х 20 мм. Входя в паз, он будет придавать двери устойчивость.

Для монтажа перегородки поднесите полотно к направляющей над проемами двери, заведите пластинку с роликами в паз между уголками и насадите нижний паз полотна на размещенный на полу уголок.

Попробуйте несколько раз открыть и закрыть дверь, а затем прикрепите к бруску карниз. Его ширина должна быть такой, чтобы брусок прикрывал направляющие и узел крепления полотен к пластине.

Штукатурные работы

Штукатурка обычно используется для усиления тепловых и звукоизоляционных качеств потолка и стен, а также для придания помещению декоративного вида.

Оштукатуривание представляет собой нанесение на поверхность стен и потолка раствора, который при затвердевании крепко сцепляется с основной конструкцией поверхности и создает на ней гладкую, шероховатую или фигурную фактуру.

Штукатурные работы требуют определенных навыков, а также тщательного подбора материалов и инструментов.

Материалы для штукатурного раствора

Для приготовления штукатурных растворов вам потребуются вяжущие и заполнители. К вяжущим относятся цемент, алебастр (строительный гипс), глина. Заполнители включают в себя песок, шлак, угольную пыль.

Если в вяжущие вы не добавите заполнители, раствор не будет прочным и оштукатуренная поверхность покроется трещинами.

Основным вяжущим материалом является гашеная известь. Применение при оштукатуривании негашеной или плохо загашенной извести впоследствии приводит к деформации поверхности потолка.

Прежде чем добавлять в раствор воду, тщательно перемешайте его составляющие в сухом виде. Исключение составляют известь и глина: предварительно разведите их водой до тестообразного состояния, а потом уже добавьте заполнитель.

Перед применением раствора обязательно проверьте его консистенцию.

Если при перемешивании деревянной лопаткой раствор слегка прилипает к ней, значит, консистенция нормальная, если же раствор совсем не прилипает – это означает, что в составе раствора не хватает вяжущих. Если раствор слишком сильно прилипает к лопатке, добавьте заполнитель.

Если рассматривать цифровое изображение состава раствора, оно будет следующим: первые цифры указывают на соотношение частей основных видов связующих, последняя обозначает, какую часть раствора составляет песок. Виды растворов:

– известковый – от 1: 2 до 1: 5;

– глинистый – от 1: 2 до 1: 5 (слабый);

– глинисто-известковый – 1: 0,3: 3;

– глинисто-гипсовый – 1: 0,25: 3;

– глинисто-цементный – 1: 0,2: 3;

– цементный – от 1: 2 до 1: 5;

– цементно-известковый – от 1: 1: 6 до 1: 1: 9.

Инструменты и приспособления

Набор инструментов и приспособлений для штукатурных работ достаточно велик, однако для отделочных работ в квартире своими силами вам потребуется минимальный набор инструментов и приспособлений (рис. 19).

Для выполнения работ в помещении с высокими потолками потребуются специальные штукатурные столики (рис. 20), выбор которых в настоящее время обширен. Они пригодятся вам не только для штукатурных, но и для других ремонтных работ.

Подготовительные работы

Перед началом штукатурных работ установите и закрепите оконные и дверные блоки, перегородки, заделайте все отверстия.

Рис. 19. Инструменты и приспособления для штукатурных работ: 1 – сокол штукатурный для нанесения штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность; 2 – мастерок штукатурный для набрасывания штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность; 3 – кельма для более быстрого и эффективного нанесения штукатурного раствора и его предварительного распределения по обрабатываемой поверхности; 4 – доска терочная для затирания штукатурного слоя перед его выравниванием и шпаклеванием; 5 – шпатель для выравнивания штукатурного слоя; 6 – правило для быстрого и эффективного распределения раствора по обрабатываемой поверхности и выравнивания штукатурного слоя; 7 – ступенька штукатурная, используемая в качестве подмостей; 8 – кабель удлинительный для подачи и распределения напряжения к месту выполнения работ; 9 – штатив для установки строительного осветителя; 10 – уровень для контроля вертикальности оштукатуриваемых поверхностей, выставления откосов, установки маяков и штукатурных профилей, разметки поверхностей при устройстве черновых стяжек; 11 – гладилка для нанесения и распределения растворов по обрабатываемой поверхности

Рис. 19 (Продолжение). Инструменты и приспособления для штукатурных работ: 12– шпатель угловой для заполнения внутренних углов на стыках штукатурных поверхностей; 13 – штукатурная лопатка для распределения штукатурного раствора в труднодоступных местах (за трубами отопления, на парапетах, выступах и т. д.); 14 – топорик штукатурный для удаления с обрабатываемой поверхности выступающих уголков (кирпич, наплывы кладочного раствора и т. д.); 15 – скребок чистящий для удаления с поверхности пола остатков штукатурного раствора

Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные поверхности оббейте стеклосеткой, деревянной дранью с ячейкой 45 х 45 мм, прибитой под углом 45°, или металлической сеткой.

Гладкие бетонные поверхности необходимо насечь механизированным способом или обработать электрическими металлическими щетками. Если это невозможно, вам предстоит довольно трудоемкая работа по насеканию стен с помощью зубила и молотка.

Кладку из штучных каменных материалов просто очистите от пыли.

Если вы выполняете ремонт окрашенных или оклеенных обоями стен, вам необходимо очистить их до основания (рис. 21), то есть удалить прежнее покрытие, а также штукатурку.

Рис. 20. Штукатурные столики (размеры даны в мм): а – складной двухвысотный штукатурный столик; б – универсальный штукатурный столик; в – телескопический штукатурный столик; г – столик-вышка; д – вышка-тура

Подготовленную под оштукатуривание поверхность провесьте отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты этой работы закрепите марками S или маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора (рис. 22).

Марки и маяки будут являться ориентирами для выравнивания грунта: марки при простой и улучшенной штукатурке, маяки – при высококачественной и декоративной.

Рис. 21. Подготовка поверхности стен под оштукатуривание

Рис. 22. Провешивание стен с устройством марок и маяков: 1 – марки; 2 – правило; 3 – маяк

Нанесение штукатурного раствора

Штукатурный раствор наносите строго в несколько слоев. Вначале самый жидкий слой – набрызг. Его толщина достигает 3–5 мм.

Эта работа требует определенных навыков, поскольку необходимо набросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, и с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разлетелся в стороны или стек со стены.

Второй слой штукатурки называется грунтом. Наносите его (рис. 23) лишь после того, как схватился первый слой. Его толщина не должна превышать 5–8 мм, так как более толстый слой будет сползать.

Рис. 23. Нанесение грунта

После нанесения грунта неровную поверхность разровняйте правилом (рис. 24). Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

Выравнивание штукатурки выполняйте полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой.

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на шероховатую поверхность грунта, потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

Рис. 24. Выравнивание штукатурного раствора правилом

В состав накрывки входит более мелкий песок, поэтому при покрытии мелкие частицы песка проникают в пустоты. При последующей затирке достигается эффект гладкой поверхности.

Затирайте накрывочный слой тогда, когда штукатурка еще влажная. Для этого возьмите терку в правую руку, плотно прижмите к штукатурке и двигайте ею по поверхности кругами. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срежьте теркой. Срезанный раствор попадет в углубления, тем самым выравнивая поверхность.

При проведении штукатурных работ особое внимание уделите граням и углам: грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы тщательно заполнены раствором.

Для этого хорошо остроганную рейку прикрепите к стене гипсовым раствором таким образом, чтобы она выступала за угол на толщину штукатурки (рис. 25).

Затем оштукатурьте стену таким образом, чтобы отделочный слой был заподлицо с выступающей рейкой. Когда штукатурка затвердеет, снимите рейку, перенесите ее на оштукатуренную сторону и завершите отделку угла.

Рис. 25. Прикрепление рейки

Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.

К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20–30 мм.

Внутренние откосы оштукатуривайте с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего у вас получится так называемый рассвет оконных откосов. Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса.

Перед началом работ на верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило (рейку), прикрепив его к стене гипсовым раствором или прибив гвоздями. После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.

Прежде чем наносить раствор, изготовьте малку – приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50–60, толщиной 20–25 и длиной 500–700 мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна.

Концом с вырезом малку установите на коробку, а другим концом – на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса (рис. 26).

Рис. 26. Оштукатуривание оконных откосов: а – установка деревянных реек по уровню и отвесу; б – малка; в – положение малки при оштукатуривании откосов: 1 – штукатурка; 2 – деревянные рейки; 3 – малка; 4 – оконная коробка; 5 – стена; 6 – раствор

Раствор наносите кельмой или соколом и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки – точно так же, как по маякам. Заполнив откосы грунтом, нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. После затирки правила или рейки снимите.

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Среди основных дефектов штукатурки, требующих ремонта, – отставание штукатурного слоя, трещины и пятна.

Обнаружить отставшую от потолка штукатурку несложно. При легком простукивании можно сразу определить места, в которых она отстала.

Наличие глухого дребезжащего звука свидетельствует о том, что пришло время делать ремонт штукатурки.

Пятна на оштукатуренной поверхности образуются при протекании крыши, неисправности водопровода, канализации или отопления, а также вследствие окраски или побелки по непросохшей штукатурке.

Перед тем как реставрировать отколовшиеся места штукатурки, тщательно очистите их от пыли и обильно смочите водой с помощью кисти.

Подобные дефекты вы можете устранить путем перетирки: место образования дефекта заделайте тонким слоем жидкого штукатурного раствора.

Декоративная штукатурка

Если раньше декоративную штукатурку использовали только для отделки наружных стен зданий, то в настоящее время этот материал находит широкое применение для отделки стен и каминов внутри помещения.

Как правило, для отделки стен используется декоративная рельефная штукатурка, в состав которой входит связующий элемент (чаще всего синтетическая смола в виде дисперсии или раствора), наполнитель и разнообразные добавки (растворитель, загуститель, консерванты, водоотталкивающие вещества, антисептики и биоцидные вещества).

Наполнители бывают трех видов: мраморная, гранитная и кварцевая крошка (иногда в качестве наполнителей используются их смеси). Размер зерен крошки может варьироваться от 0,5 до 4–5 мм.

Размер зерен крошки влияет не только на внешний вид и степень рельефности отделываемой поверхности, но и сказывается на расходе материала: чем больше зерна крошки в наполнителе, тем выше расход штукатурки. Декоративную штукатурку с крупными гранулами лучше всего использовать для наружной отделки зданий, а с мелкими – для внутренней.

Помимо минеральных наполнителей, в декоративную штукатурку иногда добавляют полимерные гранулы, а также целлюлозные или шелковые волокна.

По способу формирования рисунка на поверхностях декоративную штукатурку условно разделяют на три группы.

К первой относится штукатурка, которая наносится на поверхность так называемым способом отображения, то есть рельефным валиком (рис. 27), шпательным ножом, специальными кистями, щетками или просто пальцами.

Ко второй группе относится штукатурка, в состав которой входит небольшое количество крупнозернистых гранул минерального наполнителя. Она образует поверхность по так называемому способу сочетания: после нанесения на стену раствор разравнивается шпателем или гладилкой, при этом на стене в результате соответствующего перемещения гранул появляется определенный рисунок. Если гранулы наполнителя округлые, на поверхности появится рисунок в виде канавок и бороздок, если шершавые, неправильной формы – царапины и «бороды».

К третьей группе относится фактурная штукатурка. Она наносится простым штапелем, валиком или напылением, а разравнивается гладилкой. Поверхность после нанесения такой штукатурки становится однотонной или многоцветной.

Рис. 27. Рельефный валик для нанесения декоративной штукатурки

Самый лучший способ нанесения фактурной штукатурки – напыление с помощью профессионального пневматического оборудования (пневмопистолета). Как правило, в комплекте с пневмопистолетом продаются насадки с отверстиями различнх диаметров, зависящим от размеров частиц наполнителя.

По составу штукатурку подразделяют на структурную, минеральную и венецианскую.

Структурная штукатурка

Наносить структурную штукатурку очень легко, а в готовом виде на стене она выглядит весьма эффектно. Если при ее нанесении использовать трафарет, то на стене можно сделать любой рисунок (рис. 28).

Такое покрытие можно чистить стиральным порошком, средством для мытья посуды и мылом, поскольку в его состав входят влагостойкие связующие элементы.

Структурная штукатурка представляет собой неоднородную зернистую массу с добавлением различных гранул (мелких камней, древесного волокна, кусочков кварца, слюды и т. п.), изготовленную на минеральной (цементно-известковой) основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. Такую штукатурку выпускают на водной основе или на основе растворителей. И та, и другая продается в готовом виде в металлических банках или ведерках по 15–25 кг.

Для внутренней отделки лучше всего покупать штукатурку на водной основе, поскольку она не имеет резкого специфического запаха.

Рис. 28. Художественная фактура из структурной штукатурки в детской комнате

В продаже имеется структурная штукатурка только одного цвета – белого, но, если вы хотите, то можете добавить в нее пигмент любого цвета и получить требуемый оттенок. Вы можете колеровать штукатурку самостоятельно или обратиться в строительную фирму, где вам сделают профессиональную колеровку – окрасят штукатурку именно в тот цвет, который вы укажете.

Структурная штукатурка подходит для любой поверхности – ее можно наносить на бетон, кирпич, цемент, дерево, гипсокартон, металл и т. д.

Структуру штукатурки выбирайте заранее, поскольку в зависимости от величины зерен штукатурки на поверхности получается разный рисунок: мелкозернистая штукатурка дает почти ровную поверхность, а крупнозернистая – рельефную. Хотя рисунок на поверхности зависит также и от способа нанесения штукатурки, то есть от того, какой инструмент используется во время работы.

Техника нанесения

Сначала подготовьте поверхность, очистив ее от старой краски, обоев и т. д. При этом идеально выравнивать стену не нужно, главное, чтобы на ней не было глубоких трещин.

После этого прогрунтуйте поверхность – это защитит ее от разбухания, сырости и появления плесени. После высыхания грунтовки приступайте к оштукатуриванию.

Если вы хотите получить эффект расцарапанной бороздками стены, используйте мелкозернистую штукатурку с добавками крупных зерен или гранул из натурального камня. Для работы с таким материалом вам потребуется фактурный валик.

Если вы хотите, чтобы ваши стены выглядели, как будто они сделаны из известняка, используйте крупнозернистую штукатурку, нанося ее шпателем круговыми движениями.

Минеральная штукатурка

Минеральная штукатурка производится из натурального экологически чистого сырья. Она изготавливается на основе высококачественного белого портландцемента, гидрата извести, высококачественных легких заполнителей и гранул мрамора.

Поверхность, покрытую минеральной штукатуркой, можно мыть и чистить.

Помимо этого, в нее включают небольшое количество полимерных добавок и модификаторов (менее 1 % от массы), которые придают раствору дополнительные потребительские свойства и повышают его технические характеристики.

Наносить минеральную штукатурку на поверхность можно точно так же, как и структурную.

Венецианская штукатурка

Название «венецианская штукатурка» является буквальным переводом итальянского словосочетания «stucco veneziano».

Состав этого материала, а также техника его нанесения были изобретены в Древнем Риме. При обработке мрамора оставались отходы в виде мраморной пыли, которые и решено было использовать для создания прозрачного покрытия.

Классическая венецианская штукатурка известна еще со времен эпохи Возрождения. Именно она создала неповторимый колорит венецианских дворцов. Ваше жилище она тоже может превратить в дворец.

С помощью венецианской штукатурки вы можете оформить стены и элементы декора под натуральный мрамор.

В настоящее время венецианская штукатурка является одним из самых дорогих, элитных покрытий, большая часть стоимости которого – это работа. Однако такое покрытие очень долговечно, и, в отличие от обоев, которые нужно менять каждые 3–4 года, служит столько же, сколько стоит стена.

Разумеется, сейчас состав венецианской штукатурки несколько отличается от классического – в него входят мраморная и гранитная пыль, гашеная известь, органические и неорганические красители, а также латексная эмульсия и вода. Однако, как и раньше, классическая техника нанесения такой штукатурки дает эффект облицовки натуральным камнем.

После нанесения венецианской штукатурки на стене образуются участки покрытия с разной пористостью, в результате чего в зависимости от освещения рисунок смотрится по-разному.

Стоит отметить, что покрытие состоит из нескольких полупрозрачных слоев. Чем их больше, тем будет заметнее свечение венецианской штукатурки. Стены, покрытые венецианской штукатуркой, кажутся полупрозрачными, а рисунок (рис. 29) выглядит так, как будто находится в глубине стены. Декоративность покрытия достигается двумя способами: вы можете добавить красящий пигмент в штукатурку или нанести его сверху.

Рис. 29. Художественная фактура из венецианской штукатурки. Имитация состаренной стены с нанесенной фреской

Венецианская штукатурка продается в виде густой прозрачной массы в банках или ведерках по 7-25 кг. Наносить ее следует только на идеально ровную поверхность, а колеровать ее можно в любой цвет. Дизайнеры советуют смешивать 2–3 оттенка одного цвета, чтобы поверхность была больше похожа на мрамор.

Техника нанесения

Чтобы добиться глубины и прозрачности покрытия, венецианскую штукатурку следует наносить в несколько слоев – от 4 до 10. При этом толщина каждого слоя должна быть не больше 2–3 мм.

Наносите смесь небольшими штришками с помощью треугольного шпателя из нержавеющей стали.

После высыхания штукатурки покройте стену пчелиным воском – он защитит покрытие от внешних воздействий и не испортит его вид. Однако в настоящее время можно приобрести венецианскую штукатурку, которую не нужно покрывать воском, поскольку она содержит все необходимые компоненты, защищающие стену от влаги.

Каменная штукатурка

Каменная штукатурка состоит из мраморной, кварцевой или гранитной крошки, перемешанной со связующими и клеящими веществами. Она напоминает структурную штукатурку, но, в отличие от нее, блестит при определенном освещении.

Чтобы сохранить сияние каменной штукатурки, сверху ее лучше всего покрыть прозрачным лаком.

Крупная каменная штукатурка используется для отделки наружных стен здания, а мелкая – для внутренних работ. Она хорошо держится на стене, прекрасно маскирует неровности и легко моется с помощью чистящих средств.

Техника нанесения

Сначала на предварительно подготовленную поверхность нанесите цементный раствор сметанообразной консистенции толщиной 1–2 мм. Затем кельмой нанесите полусухой слой штукатурки толщиной 5–8 мм и разровняйте его. После этого с помощью ручного пульверизатора промойте поверхность стены водой и уплотните специальной штамповкой размером 150 х 150 мм из нержавеющей стали или бронзы с рельефной поверхностью в виде выступающих пирамидальных зубьев.

Когда слой штукатурки высохнет, в течение 3–4 дней промывайте его 10 %-ным раствором соляной кислоты, а затем водой.

Малярные работы

Эмоциональное состояние каждого человека во многом зависит от того, что представляет собой его квартира. Ведь после трудного рабочего дня, чтобы снять груз ежедневных проблем и стрессов, все мы стремимся именно домой.

Со вкусом подобранный интерьер снимает эмоциональное напряжение, отвлекает и успокаивает. Поэтому каждый элемент должен быть тщательно продуман.

Главными элементами помещения являются потолок и стены. В настоящее время существует множество способов их ремонта. Однако многие предпочитают традиционный, а именно побелку, покраску и оклеивание обоями. Это недорогой, быстрый и удобный метод привести потолок и стены в порядок.

Побеленные или окрашенные потолки и оклеенные обоями стены смотрятся очень хорошо и подходят к любому интерьеру комнаты, да и в финансовом плане доступны практически каждому.

Инструменты для малярных работ

Для малярных работ вам потребуется набор специальных инструментов: кисти, валики, ванночка, пистолет для герметика, обдирочные и другие приспособления.

Для проведения почти всех видов малярных работ необходимы круглая и радиаторная кисти, как минимум, две флейцевые (плоские) кисти, а также макловица (рис. 30).

Обязательно приобретите набор валиков из неодинаковых материалов (поролона, мохера, полиэстера, флока, полиамида, микроволокна), который пригодится вам для работ с разными материалами на разных поверхностях.

Рис. 30. Набор кистей для малярных работ: а, б – флейцевые кисти; в – круглая кисть; г – радиаторная кисть; д – макловица

Поролоновый валик вам понадобится для работ на гладких поверхностях с водно-дисперсионными, акриловыми, латексными, силикатными и силиконовыми красками и клеями.

Валик из мохера или флока пригодится вам для работ как с гладкими, так и с грубыми поверхностями. Он обеспечивает ровное покрытие и значительно снижает пенообразование во время покраски.

Валик из полиакрила сделает окрашенные поверхности гладкими и ровными. Он вам будет просто необходим при работе с водно-дисперсионными красками и красками на основе химических растворителей.

Валик из полиэстера вам понадобится для работ на гладких, грубых и шероховатых поверхностях при нанесении водно-дисперсионной краски или краски на основе химических растворителей.

Валик из полиамида пригодится вам для работы с водно-дисперсионными красками и красками на основе химических растворителей. Он обеспечивает гладкую и ровную покраску любых поверхностей.

Валик из микроволокна сделает окрашенную поверхность идеально гадкой. Он потребуется вам для работы с водоэмульсионными и масляными красками.

Для сменных валиков вам обязательно потребуются бюгели (рис. 31) – специальные ручки с пластиковыми рукоятями и хромо-никелевым антикоррозийным покрытием.

При наклеивании обоев вам не обойтись без специальных прижимных валиков (рис. 32), которые используются для равномерного прижима обоев к стене и удаления воздушных пузырьков.

Рис. 31. Бюгели для сменных валиков разных размеров

Рис. 32. Прижимные валики: а – маленький пластиковый валик; б – большой резиновый валик

Для набора и равномерного распределения краски по поверхности валика вам потребуется специальная ванночка (рис. 33) из прочной пластичной пластмассы, устойчивой к растворителям и лакокрасочным материалам.

Рис. 33. Малярная ванночка

Такая ванночка имеет два отделения: глубокое с гладкой поверхностью – для набора краски на валик и мелкое с ребристой поверхностью – для удаления сгустков краски с валика.

Для подготовки поверхностей из гипсокартона, дерева, гипса, стекла и керамики под покраску или оклейку обоями вам потребуются обдирочный рубанок и пластиковый скребок (рис. 34).

Почти при всех видах малярных работ вам пригодится пистолет для герметиков и монтажной пены, предназначенный для насадки стандартных баллонов (рис. 35).

Рис. 34. Обдирочные инструменты: а – обдирочный рубанок; б – пластиковый скребок

Рис. 35. Пистолет для герметиков и монтажной пены

Побелка потолка

В идеале потолок следует обновлять одновременно со стенами, но все же лучше все грязные потолочные работы выполнить перед тем, как начнется ремонт пола и стен. Но если все-таки вы решили уделить внимание только потолку, позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели.

Прежде чем приступить к побелке, вынесите из комнаты всю легкую мебель, а тяжелую передвиньте на середину комнаты и накройте.

Если вам не жаль обоев, воспользуйтесь кнопками или обычным скотчем. Однако лучше всего приобрести специальную малярную ленту, которая представляет собой бумажный скотч с нанесенным на него слоем особого клея. Лента не оставляет никаких следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле. Ею можно закрепить пленку на полу, стенах и мебели. Все, что будет сыпаться сверху в процессе ремонта потолка, не испортит ни мебели, ни стен, ни стекла, ни пола. По окончании работ вы сможете легко снять ленту.

Если на потолок ранее были наклеены обои, перед ремонтом полностью подготовьте его под новое покрытие. Снова клеить на потолок бумагу не рекомендуется: в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны, поскольку в этом случае им не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать потолок. «Бумажная красота» сохраняет презентабельный вид максимум 2–3 года.

Стоит отметить, что не в каждом доме можно добиться идеального вида потолка. Дело в том, что работа строителей, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Подразумевается, что потолки по отношению к стенам должны находиться под углом 90°. В панельных новостройках плиты «гуляют», следовательно, идеально выровнять потолок очень непросто.

Подготовительные работы

Поверхность потолка, которую предстоит побелить, подготавливайте в зависимости от качеств и состояния нынешнего покрытия.

Если потолок прежде не покрывался клеевой краской, толщина слоя побелки на нем не достигла критической (когда она начинает отшелушиваться и осыпаться), если на потолке нет трещин, пыли, грязи, пятен или протеков, следов проникновения воды, можно сказать, что никаких подготовительных работ вам делать не нужно. Перед началом ремонта потолка необходимо выяснить, насколько он горизонтальный.

Горизонтальность потолка можно проверить, замерив расстояние от пола до потолка по углам комнаты с помощью отвеса.

Если выяснится, что наклон все-таки есть, не забывайте об этом во время грунтовочных и шпаклевочных работ и «верните» потолок в горизонтальное положение.

Заделка швов на перекрытиях

Сначала заделайте все швы на перекрытиях. По поводу того, стоит это делать или нет, существует две точки зрения.

Сторонники первой утверждают, что заделка швов необходима, особенно в том случае, если дом старый или построен по типовому проекту. Они объясняют это тем, что на стыке потолочных и стеновых плит происходят «подвижки»: идет поддув воздуха, вследствие чего отслаиваются обои, осыпаются штукатурка и шпаклевка.

Сторонники второй точки зрения считают, что швы, напротив, нужно оставлять открытыми именно по причине этой самой «игры» плит.

Если вам по душе пришлась первая точка зрения, запаситесь цементным раствором для заделки швов (проще говоря, цементом с песком). В продаже он представлен уже в виде смеси, которую нужно разбавить водой до консистенции теста. Заделывайте швы специальным шпателем.

Если вы приверженец второй точки зрения, воспользуйтесь серпянкой – строительным бинтом. Приклейте его полосами прямо на русты (открытые швы) с помощью разведенного водой клея ПВА.

Устранение дефектов

Если на потолке имеется пыль, тщательно сотрите ее. Если на поверхности потолка образовались мелкие трещины, расширьте их шпателем, после чего заделайте алебастром на глубину не менее 2 мм.

От протеков и жирных пятен вы можете избавиться следующим образом: поверхность протеков покройте раствором медного купороса (на 1 л кипящей воды добавьте от 50 до 100 г купороса). Нанесите медный купорос на место с пятном любой кистью, причем без всякой системы. Особой аккуратности здесь тоже не требуется.

Чтобы медный купорос не попал на руки, на рукоятку кисти наденьте специальную насадку и воспользуйтесь во время работы резиновыми перчатками.

Если в месте расположения пятна толщина побелки достаточно велика, смойте ее еще до обработки дефекта купоросом, чтобы последний устранил пятно на штукатурке.

Если пятна от затекания воды не вывести медным купоросом, то сразу после побелки потолок будет белым, а по прошествии времени коричневые разводы пятен снова проступят на прежних местах, что сделает весь труд напрасным.

Для удаления пятен от протекания вы можете использовать латекс. Он представляет собой водную дисперсию синтетических или натуральных каучуков, а по виду – это густая белая жидкость вроде ПВА.

Наносите латекс на поверхность с пятном так же, как и купорос, – обычной кистью и без пропусков. В случае если не получается вывести пятно ни медным купоросом, ни латексом, просто закрасьте его белой краской.

Жирные пятна хорошо выводятся с помощью горячего 2 %-ного раствора кальцинированной соды. Смочите раствором чистую белую хлопчатобумажную ткань и приложите к пятну до полного его исчезновения. Затем тщательно промойте водой обработанную поверхность.

Закопченные потолки и стены протрите 2–3%-ным раствором соляной кислоты, после чего аккуратно смойте раствор чистой горячей водой.

В процессе работы многие сталкиваются с грибком – пятнами и наростами плесени буро-зеленого цвета, чаще всего появляющимися в помещениях с повышенной влажностью.

В настоящее время в строительных фирмах и специализированных магазинах вы можете приобрести средства от плесени, выбор которых зависит как от покрытия потолка, так и от уровня влажности в квартире и некоторых других параметров.

Пользоваться средством от плесени очень просто: распылите его из пульверизатора по поверхности потолка. Приблизительно через 30 минут грибок исчезает.

Шпаклевки

Для того чтобы заделать трещины и другие подобные дефекты на потолке, используйте шпаклевку.

Шпаклевки отличаются от других строительных материалов дисперсностью (размером) частиц.

Шпаклевки с размером частиц до 200 мкм называются грубодисперсными. В среднедисперсных шпаклевках диаметр частиц не превышает 80 мкм, а в тонкодисперсных – 20 мкм.

Шпаклевки различаются по составу и виду вяжущего. Шпаклевочные составы, вяжущим которых является строительный гипс, называются воздушными. Они не применяются для внутренних работ в сухих помещениях.

Шпаклевку нельзя использовать для выравнивания пола и приклеивания плитки.

Шпаклевки, в состав которых в качестве вяжущего входит портландцемент, называются гидравлическими.

Наносите шпаклевку вручную или с помощью различных шпателей.

Шпаклевка-побелка. Существует готовая к применению масляно-клеевая шпаклевка-побелка. Вы можете использовать ее для исправления дефектов бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей перед их покраской, а также для побелки потолка в сухих помещениях. В последнем случае шпаклевку необходимо развести водой.

Нанести масляно-клеевую шпаклевку вы можете валиком, кистью или шпателем.

Основой шпаклевки-побелки служат высококачественные масляная олифа и адгезивы.

Поскольку в состав шпаклевки-побелки входят реологические добавки, она обладает отличными эксплуатационными свойствами:

– не стекает с поверхности и шпателя;

– скользит по поверхности, легко заполняя мелкие дефекты;

– не тянется за шпателем;

– не содержит вредных веществ;

– экологически безопасна;

– удобна в применении;

– благодаря вводимым в ее состав биоцидным добавкам препятствует размножению микроорганизмов.

Внешний вид: густая масса белого цвета, не содержащая посторонних примесей и вкраплений.

Расход: при шпаклевочных работах понадобится 0,3–1 кг на 1 м2, при побелочных – 0,1–0,15 кг на 1 м2.

Время высыхания однослойного покрытия: 4 часа при 20 °C.

Хранение: 6 месяцев при температуре 20 °C в упаковке.

При большей толщине слоя шпаклевка после высыхания растрескается и потребует исправления дефектов.

Рекомендации по применению: перед применением шпаклевку тщательно перемешайте. Поверхность потолка очистите от пыли, грязи, отслоившегося старого покрытия.

Для подготовительных работ шпаклевку нанесите шпателем тонким слоем. Высохшее покрытие отшлифуйте.

Для побелочных работ шпаклевку разведите водой в соотношении 1: 1, тщательно перемешайте до получения однородной массы и нанесите кистью или валиком на предварительно подготовленную поверхность.

При работе со шпаклевкой-побелкой необходимо соблюдать меры предосторожности, так как она является пожароопасным веществом.

Шпаклевка для выравнивания потолков. Для выравнивания потолков используйте специальную тонкослойную шпаклевку. Вы можете наносить ее на оштукатуренные, бетонные потолки, а также на поверхности из гипсокартона, легкого бетона, пористых и волокнистых материалов.

Основание под шпаклевку обязательно должно быть сухим, очищенным от пыли, извести, жиров, остатков неплотно прилегающей масляной или эмульсионной краски.

Сухая смесь тонкослойной шпаклевки при смешивании с водой образует удобный в работе раствор с хорошей пластичностью и сцеплением с основанием.

Затвердевшая шпаклевка имеет ровную чистую, гладкую поверхность светло-бежевого цвета, легко шлифуется.

Способ приготовления: сухую тонкослойную шпаклевку смешайте с чистой водой комнатной температуры в соотношении 0,4 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешайте до получения однородной массы.

В чистую емкость сначала налейте воду, затем постепенно добавьте сухую смесь, постоянно перемешивая. Такой способ приготовления позволяет быстро получить качественный однородный раствор. При обратном порядке избежать образования комков практически невозможно.

Полученному раствору дайте отстояться не менее 5 минут. Затем раствор вновь перемешайте и приступайте к работе.

Готовая шпаклевка пригодна к применению в течение 6–8 часов. В случае загустения разведите раствор водой до нужной консистенции.

Изготовление шпаклевки в домашних условиях. Имея все необходимые составляющие и соблюдая приведенные ниже рекомендации, вы можете изготовить шпаклевку в домашних условиях.

Обыкновенная шпаклевка: смешайте гипс, мел и разведенный столярный клей в соотношении 1: 2: 2 (по массе).

Шпаклевка для грунтовки поверхностей: 2,5 кг известкового теста (гашеная известь густой консистенции) разведите в 5 л воды, затем добавьте 50—100 г поваренной соли, растворенной в горячей воде. После этого количество воды в смеси доведите до 10 л, не забывая при этом тщательно ее перемешивать. Затем процедите раствор через мелкое сито и добавьте к нему 1,5 л 10 %-ного столярного клея с размешанным в нем порошком мела (150–200 г).

Масляно-эмульсионная шпаклевка: смешайте 2 л 10 %-ного костного клея и олифу (1 кг), а затем, помешивая, добавьте 0,4 л растворителя и мел. Последний насыпьте в таком количестве, чтобы по консистенции смесь напоминала тесто.

Шпаклевка на грунтовочном составе: смешайте 1 л животного клея и 1 л купоросной грунтовки, затем добавьте мел в таком количестве, чтобы по консистенции смесь напоминала тесто.

Шпаклевка из синтетических материалов: сначала смешайте 1 л клея КМЦ, 0,2 кг 10 %-ного раствора мыла, затем добавьте 0,5 кг латекса, перемешайте, добавьте 0,2 кг асидола и в последнюю очередь – 250 г мела.

Техника шпаклевания. Возьмите немного шпаклевки на шпатель и нанесите ее на поверхность стены мазками средней толщины, затем нажмите на лезвие шпателя чуть сильнее и разровняйте шпаклевочный слой движениями по вертикали.

Шпаклевку разровняйте до получения очень тонкого слоя, а излишки постоянно собирайте шпателем, который вам следует держать в другой руке.

Шпаклевку, предназначенную только для выравнивания потолков, наносите на поверхность гладким шпателем.

Толщина одного слоя при полном выравнивании не должна превышать 3 мм, при частичном выравнивании допускается толщина слоя до 5 мм.

Работа станет значительно легче, если вся шпаклевка будет находиться в широкой плоской емкости, так как в этом случае вам будет удобно ее набирать. То, насколько толсто или тонко шпаклевочный раствор ляжет на поверхность, всегда зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона относительно стены, тем тоньше будет слой шпаклевки, а именно такого результата вам и следует добиваться.

После шпаклевания поверхность должна высохнуть (не менее 24 часов при температуре 20 °C). Время высыхания зависит от толщины слоя шпаклевки, вентиляции и температуры.

Оштукатуренную поверхность отшлифуйте шкуркой. При необходимости нанесите дополнительный слой шпаклевки.

Грунтовка

Грунтовка – это лакокрасочный материал, наносимый на выровненную поверхность. Она обеспечивает сцепление основного лакокрасочного покрытия (пленки) с окрашиваемой или побеленной поверхностью и дает возможность получить чистую и ровную поверхность.

Очищенные и зашпаклеванные поверхности потолка следует прогрунтовать. Как известно, цель нанесения грунтовки на потолок – создание на его поверхности ровной тонкой гладкой пленки, а также усиление способности потолка связывать влагу.

Даже будучи равномерно оштукатуренным, потолок из-за разницы в толщине штукатурного слоя неодинаково связывает влагу в разных местах. Поэтому, чтобы потолок получился красивым, грунтовка просто необходима.

Изготовление грунтовки. Раствор грунтовки вы можете приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно.

Грунтовка на основе гашеной извести: 200 г хозяйственного мыла нарежьте тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте 50-100 г олифы. Отдельно в 4 л воды разведите 3 кг гашеной извести. Затем смешайте оба раствора, разведите смесь водой до объема 10 л и процедите через сито. Полученным раствором покройте увлажненную поверхность и дайте ей просохнуть.

Купоросная грунтовка: в эмалированную емкость налейте 3 л горячей воды и растворите в ней медный купорос. Отдельно в 2 л воды растворите предварительно набухший клей и смешайте его с растворенным в отдельной емкости мылом. В горячий мыльно-клеевой раствор добавьте олифу, а затем, помешивая, влейте раствор медного купороса, насыпьте мел и доведите объем смеси до 10 л, доливая воду.

Полученную однородную зеленовато-голубоватую суспензию процедите через сито и используйте в горячем (50–60 °C) виде.

Мел нужен для смягчения грунтовки и облегчения ее нанесения на поверхность. Добавляйте его осторожно, поскольку возможно вспенивание горячего раствора. Что касается олифы, то она улучшает эластичность грунтовки.

Стоит отметить, что нарушать приведенную выше последовательность изготовления грунтовки недопустимо. Например, при добавлении в купорос мыльного раствора без олифы может произойти свертывание смеси.

Грунтовка на основе алюминиевых квасцов: этот раствор изготовляйте аналогично купоросной грунтовке, только вместо медного купороса добавьте алюминиевые квасцы.

Масляная грунтовка: для приготовления этой грунтовки необходимо 1–1,5 кг олифы, 0,03—0,05 кг сухого пигмента (охры) или 0,05—1 кг масляной густотертой краски (под цвет побелки). В олифу добавьте пигмент или масляную краску, перемешайте и процедите через сито. При использовании натуральной олифы добавьте 0,1–0,3 кг растворителя.

Грунтование. Существует два способа грунтования: ручной и механический. При ручном способе вам потребуется макловица или большая маховая кисть. На поверхность потолка нанесите первый слой грунтовки, после чего в горизонтальном направлении наложите последующие.

Сильно загрязненные поверхности прогрунтуйте 2–3 раза, при этом для нанесения первого слоя используйте более концентрированный раствор, температура которого должна быть 70–80 °C. Второй слой грунтовки может быть менее концентрированным. Температура раствора – 40–50 °C. Для третьего слоя используйте холодный или слегка теплый раствор грунтовки.

Техника нанесения побелки

После подготовительных работ, целью которых является выравнивание потолка и устранение на нем различных дефектов, приступите непосредственно к побелке. Для этой работы вам понадобятся мел или меловая паста и специальные инструменты.

Приобрести основной материал для побелки – мел – вы можете как в хозяйственных магазинах, так и в строительных фирмах. Продается он в виде сухого порошка или пасты.

Порошок и паста отличаются друг от друга по цвету. Мел, естественно, белый, а меловая паста имеет сероватый цвет. Но, высохнув, она будет выглядеть на потолке такой же белой, как и сухой мел.

Сухой мел прекрасно хранится практически в любых условиях и не теряет своих качеств. Меловая паста, правда, обладает одной неприятной особенностью: при длительном хранении она приобретает довольно резкий и неприятный запах. Однако этот запах нисколько не сказывается ни на качестве самой пасты, ни на белизне потолков, покрытых ею.

Расход побелки

Количество мела или пасты для побелки комнаты зависит от качества самих материалов и от того, как будет расходоваться приготовленная из них жидкая побелка.

На 1 м2 поверхности обычно вполне хватает 0,5 л жидкой побелки. Но это только в том случае, если у вас есть опыт в обращении с распылителем или кистью. Поэтому перед началом побелки будет нелишне потренироваться в этом искусстве, иначе все окна и оставшаяся в комнате мебель будут в мелу или при побелке на 1 м2 вместо 0,5 л побелки будет потрачено не менее 1,5 л.

Изготовление побелки

Побелку вы можете изготовить в домашних условиях или приобрести в специализированных магазинах. Но даже в последнем случае побелочный раствор необходимо подготовить: развести водой, процедить, добавить при необходимости красящие пигменты и т. д.

Меловая побелка: в 5 л подогретой до 40–50 °C воды растворите 30 г столярного клея и 3 кг просеянного мела. Для изготовления меловой побелки лучшего качества в ее состав включите 2,3 кг мела, 90 г столярного клея, 17 г ультрамарина, 60 г хозяйственного мыла и 3–4 л воды (такого количества побелки хватает для окраски 10 м2 поверхности). При этом ни в коем случае не насыпайте ультрамарин в жидкую побелку, поскольку при его переизбытке она будет испорчена.

Небольшое количество порошка ультрамарина положите в мешочек из ткани. После этого, опустив мешочек с синькой в банку с водой, делайте им такие движения, как будто размешиваете воду. Чем дольше ультрамарин будет находиться в воде, тем интенсивнее вода будет окрашиваться в синий цвет.

«Распустив» таким образом синьку в воде, маленькими порциями подлейте полученный раствор в холодную побелку, доводя ее голубизну до необходимой яркости.

Чтобы не ошибиться и не положить большее количество синьки, обмакните любую кисть в побелку и сделайте мазки на белой бумаге. Когда пробные мазки высохнут, выберите из них тот, цвет которого покажется вам наиболее оптимальным для побелки потолка.

Известковая побелка: в небольшом количестве воды разведите 2–3 кг гашеной извести, добавьте 400–500 г заранее замоченных в воде красителей, а также 50—100 г поваренной соли или 150–200 г алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешайте и, постепенно добавляя воду, доведите объем побелки до 10 л. При желании данный состав вы можете слегка подсинить ультрамарином.

Для того чтобы равномерно побелить поверхность потолка, раствор наносите в двух взаимно перпендикулярных направлениях, перекрещивая слои.

Существует также готовая к применению побелка, представляющая собой густую пластичную массу, изготовленную на основе синтетического связующего (карбоксиметилцеллюлозы, дисперсии ПВА), пигментов и влагозащитных добавок.

Готовую побелку разбавьте водой (согласно инструкции) и тщательно перемешайте. Нанесите ее на потолок в 1–3 слоя.

Если поверхность была побелена известью, меловую побелку применять нельзя, так как в этом случае на потолке появятся разводы и пятна.

Подготовка побелочного раствора к работе

Побелочный раствор обязательно процедите, поскольку таким образом отделяются все посторонние примеси и масса становится более однородной.

Подготовленная к работе побелка должна по густоте быть такой консистенции, чтобы нанесенный мел не капал с потолка.

Приготовленный к побелке состав проверьте на густоту следующим образом: опустите в него палку, потом выньте ее, держа вертикально. Густота раствора считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки побелки стекают с нее непрерывной струей.

Если жидкий мел стекает по палке струйками и бороздками, значит, в растворе присутствует лишнее количество воды. Если состав с палки стекает плохо, это говорит о том, что в побелке много мела.

Нанесение побелки валиком

Если у вас нет опыта, для побелки потолка воспользуйтесь валиком. Работать им очень удобно и довольно просто. По сравнению с кистями валик позволяет наносить побелку гораздо быстрее, ровнее и качественнее.

Сначала валик опустите в побелку, затем удалите с него лишний раствор и приступите к побелке, двигаясь в направлении от окна. По мере расходования побелки с валика увеличивайте его нажим. По окончании работы вымойте валик теплой водой с мылом.

Нанесение побелки краскопультом

Производительность и качество работы краскопультом гораздо выше, чем кистью или валиком. Краскопульты бывают двух видов: ручные и электрические.

Перед началом работы с краскопультом раствор необходимо процедить. Чем лучше процежен раствор, тем ровнее будет наложен слой побелки и тем реже будет засоряться отверстие в форсунке, через которое поступает побелка. При маленьком отверстии раствор ложится на поверхность ровно и аккуратно. Чем меньше отверстие, тем выше качество работы.

Большое отверстие понадобится лишь в том случае, если нужно нанести раствор толстым слоем, однако при этом значительно увеличивается расход побелки и снижается качество ее нанесения. К тому же толстый слой быстро трескается и осыпается.

Белить краскопультом следует вдвоем. При этом один из вас должен работать удочкой (непосредственно наносить раствор), а другой в это время поддерживать необходимое давление в аппарате по манометру.

Процесс побелки следует начинать после полного высыхания последнего слоя грунтовки.

При нанесении побелки удочку держите так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно потолку.

Перед началом работы краскопульт обязательно настройте: определите длину факела и проверьте равномерность распыления раствора. Для этого произведите пробную окраску. Работа краскопульта считается нормальной, если длина красочного факела достигает 75—100 см. Учитывая эту длину, отрегулируйте расстояние форсунки от потолка.

В случае если форсунка будет находиться слишком далеко от поверхности, побелка не достигнет потолка и потеряется много раствора.

При слишком близком расположении форсунки относительно потолка раствор ляжет с потеками и наплывами, расход раствора также значительно увеличится.

При нормальной густоте побелочной жидкости давление в аппарате должно равняться 3–4 атм, чем создается оптимальная длина факела (75—100 см).

Если раствор слишком жидкий, давление следует уменьшить, если слишком густой – увеличить.

При нанесении побелки вам необходимо правильно двигать удочку с форсункой. При слишком быстром передвижении удочки на поверхности потолка могут оставаться непрокрашенные места. При слишком медленном движении удочки побелка в некоторых местах будет лежать слишком толстым слоем, в результате чего на потолке образуются пятна.

Перед началом работы установите оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности, при котором побелочный раствор будет ложиться мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя.

Работу с краскопультом вы можете совместить с работой кистью. Первый слой побелки нанесите кистью, хорошо растушевывая раствор. Затем, когда первый слой немного схватится, нанесите второй, но уже краскопультом.

Не всегда получается ровно нанести побелку с первого раза, особенно если у вас нет опыта в этом деле. В таком случае нанесите второй слой раствора. Но сначала дайте высохнуть первому слою. Второй слой должен быть очень тонким, нужно лишь слегка покрыть поверхность.

При нанесении побелки постоянно следите за качеством работы, осматривая уже побеленную поверхность. Если во время осмотра вы обнаружите какие-либо недостатки, сразу же устраняйте их.

Нанесение побелки пульверизатором пылесоса

Большинство людей справедливо воспринимает пылесос как аппарат, незаменимый в домашнем хозяйстве. Однако с помощью пылесоса можно не только проводить генеральную уборку. Если белить пылесосом правильно и старательно, то наградой за труд будет потолок, радующий взгляд.

Независимо от модификации и конструктивных особенностей каждый пылесос комплектуется, кроме набора всяческих насадок, еще и полиэтиленовой крышкой с трубочками. Эта крышка и есть распылитель – очень нужная при побелке вещь.

По размерам крышка распылителя точь-в-точь соответствует крышкам из полиэтилена, которые предназначены для закрывания стандартных стеклянных банок. Но есть и отличия. С одного бока крышки имеется специальный цилиндрический раструб, который точно и плотно входит в цилиндрический наконечник на одном конце шланга пылесоса. Другой конец этого шланга входит в гнездо, расположенное на корпусе пылесоса.

В раструбе, расположенном на крышке распылителя, находится отверстие, диаметр которого выбран таким, чтобы воздух, попадающий из пылесоса через шланг, поступал в стеклянную банку, на которую надевается распылитель, под определенным давлением.

Также в распылителе имеется изогнутая трубка диаметром приблизительно 1–1,5 мм, один конец которой при надевании распылителя на банку с жидкой побелкой оказывается погруженным в нее, другой конец трубки выходит снаружи распылителя, изгибается под прямым углом и заканчивается соплом.

На распылителе имеется еще одно отверстие, с помощью которого можно его включать и выключать, что очень удобно, так как не приходится каждый раз при необходимости останавливать процесс побелки, выключать пылесос.

Вам стоит лишь прикрыть это второе отверстие пальцем, как воздух начнет заходить в банку с побелкой, создавая определенное давление. Когда вы уберете палец с отверстия, воздух, нагнетаемый пылесосом в банку, тут же выйдет из нее через открытое отверстие, и процесс распыления побелки прекратится.

В качестве резервуара для жидкой побелки вполне подойдет полулитровая банка.

Начиная побелку с полулитровой банкой, вы очень скоро убедитесь в том, что резервуар слишком мал по объему. Вам придется наполнять банку снова и снова, так как побелка распыляется слишком быстро. Однако для банок большего объема забирающая побелку трубка слишком короткая: банка лишь наполовину опустеет, а конец трубки уже будет висеть в воздухе.

Для того чтобы можно было использовать литровую банку в качестве резервуара, трубку нужно удлинить.

Для удлинения подойдет кусок твердой поливинилхлоридной трубки соответствующего диаметра, так называемого кембрика, который используется для изоляции оголенных проводов. Также в качестве удлинителя можно использовать кусок изоляции многожильного провода, которым присоединяется телефон к разъему (розетке).

Если дополнительная удлиняющая трубка не надевается на трубку распылителя, немного подогрейте конец удлиняющей трубки, после чего трубка наденется легко.

Перед началом работы банку под пульверизатор наполните раствором на 3/4 ее объема. Банка должна закрываться крышкой с резиновым кольцом, которое вам следует смочить водой для более плотного его примыкания к краям банки.

Во время работы постоянно следите за положением пульверизатора. Держите его все время на одинаковом расстоянии от поверхности и передвигайте плавными кругообразными движениями. Также следите за тем, чтобы на поверхности не появлялось излишков побелочного раствора, поскольку это приводит к образованию потеков.

Для того чтобы поверхность покрывалась наиболее качественно, распылитель держите таким образом, чтобы его сопло находилось от обрабатываемой поверхности на расстоянии 50-100 см. Если побелка получилась более жидкой, то и распыление вам придется производить с большего расстояния.

Для более густой побелки расстояние от распылителя до стены уменьшите. При этом струю побелки ведите не прямолинейно, а спиралеобразно, что обеспечит более ровное покрытие.

Нанесение побелки с помощью пылесоса очень напоминает работу с краскопультом. Отличие состоит в том, что у пылесоса большая скорость распыления, поэтому ваши движения тоже должны быть быстрыми.

Нанесение побелки кистью

Для этого метода потребуется специальная побелочная кисть шириной 200 мм и длиной 45–60 мм. Длина щетины кисти – 100 мм.

Помимо широкой кисти, для побелки потолка вам понадобятся кисти меньших размеров.

При работе кистью в известковое молоко добавьте 200 г растительного масла. В этом случае побелочный состав гораздо легче и быстрее будет ложиться на поверхность.

Следует отметить, что перед использованием кисти надо замочить в воде. Древесина, из которой сделана макловица, разбухнет и крепче закрепит щетину. После этого можно гарантировать, что прилипших к стенкам и потолку волосков щетины после побелки не останется.

Побелку кистью производите в два этапа – нанесите 2 слоя. Первый слой наносите таким образом, чтобы рука с кистью двигалась перпендикулярно стене, в которой расположено окно. Белите очень аккуратно и внимательно следите за тем, чтобы не оставалось пропусков. После нанесения первого дайте ему высохнуть, а затем нанесите второй так, чтобы рука с кистью опять двигалась только в одном направлении, но теперь уже параллельно окну, то есть перпендикулярно относительно первого слоя.

В связи с тем что при быстром высыхании на окрашенной поверхности остаются следы кисти и заметны места стыков, процесс побелки необходимо производить при закрытых окнах и дверях.

Декоративная побелка

Специальная декоративная текстурированная известковая побелка придаст потолку, а вместе с тем и комнате очень необычный и интересный вид. Использовать ее можно одну или вместе с бесцветным лаком для получения текстурированной отделки под фреску.

Для побелки вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

– специальная декоративная грунтовка нужного цвета;

– специальный декоративный бесцветный лак, под опал или жемчуг нужного цвета;

– валик с текстурированной шубкой и лотком для краски;

– кисть для окрашивания;

– марля;

– специальная декоративная текстурированная известковая побелка;

– краска нужного цвета;

– губка.

Нанесение побелки. Сначала нанесите грунтовку нужного цвета, дайте ей высохнуть в течение 4-24 часов (в зависимости от типа раствора).

Накатывайте побелку, используя специальный валик с шубкой. Наносите побелку произвольно таким образом, чтобы грунт выступал наружу, создавая штриховой рисунок. Побелка начнет высыхать примерно через 10 минут.

Поскольку побелка сохнет очень быстро, важно проводить работы на небольших участках одновременно. При необходимости надо использовать марлю для заглаживания следов от кисти.

Покраска потолка и стен

Независимо от того, старый дом или новый, покраска – это экономичный способ обеспечить тепло и идеальный способ освежить интерьер.

Процесс покраски на первый взгляд кажется несложным, однако в этом деле много нюансов и тонкостей. Если вы новичок в ремонтных делах, вам будет непросто выбрать вид краски и инструмент для работы, поскольку в настоящее время отечественные и зарубежные производители выпускают огромное количество красочных составов и материалов.

Виды краски

На современных отечественных и зарубежных рынках представлен большой выбор краски. Чтобы не запутаться в этом разнообразии, вам необходимо ознакомиться хотя бы с основными характеристиками красочных составов.

Все виды краски делятся по назначению. Существуют краски для наружных, внутренних работ и универсальные.

Краски для наружных работ обладают высокой устойчивостью к воздействию внешних факторов (солнечные лучи, влага, дождь, колебания температуры). Такие краски в умеренном климате при покрытии в 2 слоя по металлу обладают защитными свойствами почти 2 года. Ими нельзя окрашивать поверхности внутри помещения из-за их токсичности.

Краски для внутренних работ характеризуются низкой устойчивостью и не применяются вне помещений.

Универсальными красками окрашиваются поверхности помещений как внутри, так и снаружи. Такие краски имеют водную основу и, следовательно, нетоксичны.

По консистенции все краски делятся на грунтовочные (жидкие) и малярные (нормальной густоты).

Для того чтобы правильно выбрать материал для окрашивания тех или иных поверхностей в жилом доме, вам необходимо знать основу и состав краски, которые указаны в маркировке, нанесенной на банку.

Основой для красок служат олифы и поливинилацетатные эмульсии, для эмалей и лаков – синтетические смолы. В состав каждой разновидности краски входит вяжущее вещество, которое обозначается индексом из 2-3 букв:

– МА – растительное масло или олифа;

– ГФ – глифталевые лаки;

– ПФ – пентафталевые лаки;

– НЦ – нитрат целлюлозы;

– КО – кремнийорганические лаки;

– ФА – масляно-фенольные лаки;

– МЧ – мочевино-формальдегидные смолы;

– МЛ – меламиноалкидные смолы;

– ПВА – на основе поливинилацетата;

– ВС – на основе сополимеров винил-ацетата;

– ПВС – на основе поливинилового спирта;

– АК – на акриловых смолах;

– УР – на основе полиуретанов;

– МС – на меламиностирольных смолах;

– АУ – на алкидно-уретановых смолах.

Назначение краски обозначается цифрами, которые стоят после названия:

– 1 и 5 – краска для наружных и внутренних работ;

– 2 – краска предназначена только для внутренних работ;

– 0 – для грунтовки;

– 00 – для шпаклевки.

Краски, в состав которых входят одни и те же растворители, разбавители, грунтовки и шпаклевки, можно смешивать в различных пропорциях. Например, краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых (ПФ) и масляно-фенольных (ФА) лаках хорошо совместимы между собой.

Масляные краски

В состав масляных красок входят пигменты и наполнители, затертые на олифе.

В продаже имеются следующие типы масляных красок:

– МА-021 – на натуральной олифе;

– МА-025 – на комбинированной олифе;

– ГФ-023 – на глифталевой олифе;

– ПФ-024 – на пентафталевой олифе.

Цифра «2» означает, что краска, разведенная указанной олифой, может использоваться для любых поверхностей.

Используя тот или иной вид краски, вам следует четко следовать указаниям. Если краска предназначена для огрунтовки, разбавьте ее растворителями или разбавителями: уайт-спиритом, скипидаром, керосином.

Краски, продаваемые в специализированных магазинах, расфасованы в емкости от 0,5 до 3 л. На этикетке указываются назначение краски, цвет, расход на 1 м2, применяемые разбавители.

Масляные краски бывают следующих цветов: под слоновую кость, палевая, бежевая, серая, светло-голубая, голубая, синяя, желтая, салатная, фисташковая, зеленая, красная, темно-красная, коричневая и т. д.

Эмульсионные краски

Основой таких красок служат мельчайшие частицы пластмассы, равномерно распределенные в воде. После покраски поверхности вода испаряется, и частицы пластмассы образуют прочную и эластичную пленку.

Эмульсионные краски просты и удобны в применении. Кроме того, они нетоксичны, так как разводятся водой. Потолок и стены, окрашенные такими красками, пропускают воздух, при необходимости их можно мыть. Если нужно сэкономить на покупке краски и олифы, такие краски применяют вместо масляных составов при окраске внутри помещений. Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором.

Водоэмульсионные краски обладают еще одним преимуществом. Их можно наносить на поверхности, ранее покрытые эмалевыми, масляными и клеевыми красками. Однако на клеевые краски их можно наносить в том случае, если при окрашивании поверхности не применялись купоросная и квасцовая грунтовки, разрушающие водную эмульсию.

На современном рынке красочных материалов имеется широкий выбор эмульсионной краски:

– Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27 АПГ – на основе поливинилацетатной эмульсии;

– Э-КЧ-26, Э-КЧ26А – на основе стирол-бутадиенового латекса;

– Э-ХВ-28 – на основе смеси латексов стирол-бутадиенового;

– СВХ-1 – на основе сополимера хлористого винила с винилиденхлоридом.

Эмульсионные краски бывают белого, светло-серого, песчано-серого, светло-бежевого, бледно-кремового, светло-желтого, песчаного, букового, коричнево-оранжевого, бледно-горохового, бледно-оливкового, бледно-фисташкового, кабачкового, бледно-зеленого, серо-голубого и серовато-горохового цветов.

Клеевые краски

Основой для этого вида краски служит клей. Благодаря своим свойствам такие краски имеют явные преимущества по сравнению с остальными. Они отличаются высокой водонепроницаемостью и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя.

Краски на основе клея можно наносить на влажную поверхность (что не допускается при использовании других видов краски). Кроме того, они имеют сравнительно небольшое время высыхания.

Клеевые краски не меняют цвета и оттенка, хорошо контактируют с поверхностями из любых материалов. Но самое главное – окрашенные ими поверхности легко перекрасить, размыв предыдущий состав водой. Однако клеевые краски неспособны противостоять воздействию атмосферных явлений и поэтому быстро разрушаются на открытом воздухе. Плохо разведенная клеевая краска оставляет на поверхностях после высыхания разводы и следы от кисти или валика.

С появлением краски новейших усовершенствованных технологий краска на основе клея практически не используется, так как при всех ее преимуществах, недостатков у таких составов также хватает. В последнее время клеевые краски применяются в основном при декоративном оформлении помещений.

Известковые краски

Краски на основе извести отличаются высокой пропускаемостью воздуха, устойчивостью к воздействию и перепадам температур, а также к повышенной влажности. Но если при нанесении такой краски на поверхность (чаще всего это потолок) заранее не добавить в нее олифу или соль, такая поверхность всегда будет пачкаться.

Эмали

Эмали представляют собой краски, в состав которых входят смеси из пигментов и лаков, растираемые на специальных краскотерках. В отличие от масляных красок пигмент для них разводится не на олифе, а на масляных лаках. В продажу эти краски поступают уже в готовом виде. Эмалями рекомендуется окрашивать поверхности в помещениях с повышенной влажностью.

При длительном хранении эмали загустевают, поэтому их следует разбавлять различными растворителями.

В настоящее время существует множество разновидностей эмалей:

– ГФ-230 (глифталевая) – используется для внутренних работ, кроме окраски полов;

– ПФ-133 (пенталевая) – применяется для покраски металлических поверхностей в 2 слоя;

– ПФ-115 – используется для окраски металла, дерева и других материалов, подвергающихся атмосферным воздействиям, наносится в 2 слоя;

– ПФ-253, ФЛ 254 – применяется для покраски пола;

– ПФ-14 – предназначена специально для окраски столярных изделий (окон и дверей).

Водно-дисперсионные краски

В последнее время большой популярностью стали пользоваться различные водно-дисперсионные и поливинилацетатные краски.

В состав таких красок входит водный раствор полимеров, чаще всего синтетические латексы.

Этот вид лакокрасочных составов применяется при покраске бетонных, гипсовых, каменных и оштукатуренных поверхностей.

Если предполагается покрыть поверхность цветными красками, в состав вводится водный краситель, гуашь или специальные пигментные пасты.

Для закрепления краски на поверхности в нее обычно добавляют диспергаторы, эмульгаторы, антивспениватели и мел.

Для внутренней отделки помещений применяют краску ВД-ВА 224.

Сухие краски

Основой сухих красок (пигментов) служит тонкомолотый порошок, разведенный связующими материалами, искусственными или натуральными.

Сухие пигменты, добавленные в красочные составы, могут оставлять полосы на окрашиваемой поверхности. Поэтому предварительно их замачивают в воде, перемешивают и процеживают через тонкое сито.

Благодаря пигментам краски не изменяют свой цвет под действием солнечных лучей, а также щелочей.

Пигменты бывают самых разных цветов:

– белые (известь, мел, белила);

– желтые (охра, кроны);

– синие (ультрамарин, лазурь);

– красные (сурик железный, сурик свинцовый, мумия, киноварь);

– зеленые (хромовые зелени, зелень свинцовая);

– коричневые (умбра, сиена жженая);

– черные (сажа, перекись марганца, древесный уголь и графит).

Выбор краски

Приступая к покраске потолка или стен, особое внимание уделите выбору краски. Размеры помещения будут казаться больше или меньше в зависимости от того, в какой цвет будут выкрашены элементы жилища. Например, темные тона зрительно уменьшают пространство и делают потолки ниже, а светлые, напротив, визуально расширяют комнату и увеличивают высоту потолка. Что касается холодных тонов, то они создают впечатление простора. А вот теплые тона зрительно уменьшают высоту потолка.

Если вам необходимо сделать визуальный наклон потолка или увеличить его высоту, остановитесь на краске холодных светлых тонов.

Краску для потолка или стен выбирайте в зависимости от типа помещения. Широкое распространение в настоящее время получило покрытие потолка и стен водно-дисперсионными красками – акриловыми, латексными, силикатными и силиконовыми.

Если необходимо создать качественное, стойкое к загрязнению покрытие, без высокой паропроницаемости, применяйте акриловую краску.

Если требуется покрытие с высокой паропроницаемостью (например, при покраске зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов), используйте силикатные или силиконовые краски.

Если вы планируете покраску ванной комнаты, покупайте краску с высокой влагостойкостью (использовать эту краску можно и для окрашивания жилого помещения).

Расход краски

После выбора краски рассчитайте количество, которое понадобится вам для работы. Для этого сначала определите площадь, которую предстоит красить. Для нахождения площади потолка или стены умножьте его длину на ширину. Затем разделите полученное произведение на площадь покрытия 4,5 л выбранной краски, а результат округлите.

Подготовительные работы

Перед покраской по возможности вынесите из комнаты всю мебель или накройте ее полиэтиленовой пленкой. Пол застелите полиэтиленом.

Затем подготовьте поверхность потолка или стен к покраске.

Потолки – это самый трудный для отделки элемент квартиры, так как при их покраске требуется большое физическое напряжение.

Если вы будете наносить краску на ранее неокрашенную поверхность, выполните следующие действия:

– неровности поверхности обработайте шпаклевкой. Если помещение сухое, потолок или стены прогрунтуйте мелкой шпаклевкой, если в помещении повышенная влажность – легкой влагостойкой шпаклевкой;

– отшлифуйте высохший зашпаклеванный потолок или стены наждачной бумагой;

– удалите с потолка или стен пыль, так как краска не прилипает к пыльным поверхностям;

– прогрунтуйте поверхность грунтовочной краской.

Для пористых, сильно впитывающих или частично зашпаклеванных поверхностей грунтование имеет особое значение. Грунтовочная краска выравнивает пористость различных поверхностей, улучшает прилипание и уменьшает расход отделочной краски.

Оштукатуренные потолки остаются одним из самых популярных и недорогих видов отделки. На таком потолке можно заменить люстру точечными или модульными светильниками, а на его покраску понадобится всего пара дней. Но такие потолки имеют один существенный недостаток. Если квартиру затопят соседи сверху, потолок покроется желтыми пятнами и потребуется ремонт.

Если в покраске нуждаются старые стены или потолок, выполните следующие работы:

– предварительную очистку;

– восстановление поверхности;

– шпаклевку;

– шлифовку;

– грунтовку.

Сначала предварительно очистите поверхность от старого красочного или побелочного слоя. Затем внимательно осмотрите поверхность. Трещины расширьте с помощью шпателя (рис. 36).

Рис. 36. Расширение трещин с помощью шпателя

После этого очистите их от пыли и, если они не имеют тенденции увеличиваться, заполните их густой шпаклевкой, которая не должна стекать со шпателя (рис. 37).

Рис. 37. Заполнение трещины шпаклевкой

Если трещина может увеличиться, замажьте ее шпаклевкой и утопите в нее строительный бинт (рис. 38).

Рис. 38. Заполнение трещины строительным бинтом

При этом располагайте строительный бинт достаточно глубоко, иначе после шлифовки он окажется на поверхности. Затем нанесите еще слой шпаклевки и выровняйте ее с обеих сторон трещины широким шпателем.

После этого наложите тонкий слой мелкодисперсной или жирной шпаклевки с более тонкой структурой, чем у обычной. Когда она высохнет, обработайте этот участок шлифовальным бруском с мелкой шкуркой (рис. 39) или шлифовальной машинкой. При этом не прижимайте шкурку сильно к стене, чтобы не образовались углубления.

Рис. 39. Обработка участка стены шлифовальным бруском

Техника покраски

При окрашивании потолков и стен обратите внимание на направление падающего из окна света. Если вы будете производить покраску кистью, предпоследний слой краски обязательно нанесите против направления солнечных лучей, а последний наоборот. Иначе после окрашивания на поверхности останутся следы от кисти.

Перед применением хорошо размешайте краску, лучше всего с помощью специальной насадки для электродрели (рис. 40).

Рис. 40. Размешивание краски с помощью насадки-мешалки для электродрели

Чтобы равномерно перемешать всю краску, перемещайте насадку вертикально.

Начните покраску с угла между стеной и потолком, используя круглую заостренную кисть с длиной ворса 5 или 6 см. Чтобы краска случайно не попала на пограничную территорию, либо очень аккуратно и медленно проведите линию кистью, либо воспользуйтесь защитным приспособлением – ограничительной клейкой лентой или широким шпателем, который в процессе покраски вам придется передвигать с место на место.

Взмахи кисти должны быть равномерными, чтобы состав ложился ровным слоем. В процессе работы периодически взбалтывайте красящий состав, чтобы избежать осадка и загустения, или время от времени перемешивайте краску кистью.

Кистью водите перпендикулярно, делая длинные полосы-штрихи, затем их растушевывайте. Закрасив достаточную площадь, продолжайте покраску с помощью валика или краскопульта.

Если вы используете валик, покраску начинайте с угла, соприкасаясь с выкрашенной по периметру линией и стараясь наносить краску по ширине, а не по длине. Чтобы обеспечить равномерность покрасочного слоя, окрашивание выполняйте перекрестными мазками (рис. 41).

Не прекращайте работу, пока не покрасите поверхность полностью.

Рис. 41. Окрашивание перекрестными мазками

Покраска радиатора

Одновременно с покраской стен или потолка вам необходимо привести в порядок и отопительные радиаторы. Сначала стальными щетками – большой и маленькой – удалите пузыри старой краски и пятна ржавчины, затем тщательно пропылесосьте радиатор, используя специальные насадки с различными функциями.

Далее вымойте радиатор раствором чайной соды, а затем теплой водой. После высыхания радиатора покройте места, где обнажился металл, антикоррозийной краской или грунтовкой для металла. Когда покрытие высохнет, приступите к покраске радиатора (рис. 42). Для этого вам понадобятся фигурная кисть и небольшой валик. Сначала покрасьте радиатор валиком, а затем проведите по труднодоступным местам (между ребрами радиатора) кистью.

Хотя удобнее всего красить радиатор с помощью распылителя. В этом случае не забудьте прикрыть полиэтиленовой пленкой стены и пол возле радиатора.

Рис. 42. Покраска радиатора: а – окрашивание кистью; б – окрашивание с помощью распылителя

Альфрейная отделка

Альфрейные работы – это художественная отделка поверхностей, включающая в себя вытягивание филенок, набрызг, накатку рисунка валиком, торцевание окрашенных поверхностей, набивку рисунков по трафарету (рис. 43).

Рис. 43. Альфрейные работы: а – вытягивание филенки; б – накатка рисунка валиком; в – разделка поверхности валиком; г – разделка поверхности жесткой щеткой; д – набивка рисунка с помощью трафарета

Набивка рисунка с помощью трафарета

Вы можете купить готовый трафарет или изготовить его самостоятельно из любого плотного материала, стойкого к многократному увлажнению красящими составами.

Перенесите подобранный рисунок на материал и вырежьте его острым ножом. Если рисунок многоцветный, для набивки каждого цвета сделайте отдельный трафарет. Для этого перенесите рисунок на несколько листов бумаги и в каждом из них прорежьте контуры рисунка одного цвета.

Для набивки рисунка вам потребуется кисть-ручник небольшого размера с жесткой короткой щетиной. Приложите трафарет к поверхности по ранее отмеченным горизонтальным линиям, одной рукой прижмите его, а другой набейте рисунок торцом кисти.

Вытягивание филенок

Для разделения узкими цветными полосами окрашенных в различные цвета поверхностей вы можете использовать вытягивание филенок. Это поможет вам скрыть неровности на стыках между поверхностями. Для этой работы вам потребуется филенчатая кисть или трафарет.

Для вытягивания филенок необходима жидкая, тягучая и вязкая краска. Чтобы получить такой состав, добавьте в масляную краску специальный растворитель.

Перед началом работы отбейте линию филенки, затем, окунув кисть в краску, проведите полосу слева направо, не меняя при этом нажим кисти и угол ее наклона. Далее переместите линейку вправо и продлите полосу.

Набивать филенки по трафарету не так сложно, однако эта работа отнимет у вас больше времени, поскольку вам придется делать перерывы в работе – ждать, когда высохнет предыдущая линия.

Вы можете купить готовый трафарет или изготовить его самостоятельно из плотного материала. Вырежьте из него лист длиной 450–500 мм и шириной 150–200 мм и с помощью острого ножа прорежьте в нем полосу длиной 350–400 мм и шириной 5—15 мм.

Для выполнения филенок используйте ту же технику, что и при набивке рисунков по трафарету.

Набрызг

Чтобы получить на окрашенной поверхности точечный рисунок, используйте набрызг. Для его нанесения вам потребуется жесткая кисть, щетка, пульверизатор или краскораспылитель.

При работе с кистью обмакните ее в краску и, ударяя ею о деревянную рейку, которую следует удерживать в горизонтальном положении вблизи стены, нанесите на поверхность брызги. При этом следите за тем, чтобы рейка постоянно находилась на равном расстоянии от стены, а движение руки и сила удара были одинаковыми.

При работе жесткой щеткой обмакните ее в краску, расположите на расстоянии 10–15 см от стены и проводите по ее щетине деревянной планкой, нанося таким образом брызги.

Легче всего работать с пульверизатором или краскораспылителем. Однако предварительно следует отрегулировать расстояние, с которого вы будете осуществлять набрызг.

Торцевание

Для получения матовой поверхности используйте торцевание – удары щеткой или кистью по свеженанесенному слою краски.

Для торцевания поверхности, окрашенной масляной или синтетической краской, используйте кисть или щетку с короткой щетиной, а для той, что покрыта клеевой или водоэмульсионной краской – кисть или щетку с длинной и мягкой щетиной.

Накатка рельефным валиком

При нанесении рисунка на окрашенную поверхность стены вы можете использовать рельефный валик. Закрепите его на станке, в котором установлен гладкий валик из пористой резины или поролона. При этом валики должны быть плотно прижаты друг к другу.

После этого кистью нанесите краску на пористый валик и проверните оба валика так, чтобы краска перешла на рельефный валик. Затем нанесите рисунок на поверхность сверху вниз. Первую полосу накатывайте по вертикальной линии, отмеченной отвесом. Накатывая каждую следующую полосу, приставляйте валик к поверхности одной и той же точкой-меткой.

Аэрография

Аэрография – это техника нанесения рисунка на поверхность с помощью специального прибора – аэрографа. Его можно заправить практически любой краской – акварельной, акриловой, масляной, флуоресцентной и даже автомобильной.

Для декоративной росписи стен и потолков используется аэрограф с соплом диаметром 0,2–0,5 мм.

С помощью струи распыленной цветной краски вы сможете выполнить на поверхности любой рисунок. В простейшем аэрографе (рис. 44) рычаг, который держится приподнятым пружиной, закрывает клапан. Когда вы нажмете пальцем на рычаг, воздушный клапан откроется, и воздух устремится дальше по корпусу аэрографа, засасывая краску, которая пульверизируется через сопло-наконечник.

Стоит отметить, что работа с аэрографом требует определенных навыков и художественного вкуса, поэтому, прежде чем приступать к оформлению стены или потолка, потренируйтесь на бумаге. Если у вас ничего не получается, лучше доверить художественную роспись специалисту.

Рис. 44. Устройство простейшего аэрографа: а – рычаг; б – клапан; в – сопло-наконечник

Оклеивание стен и потолков обоями

В последнее время ремонт становится все более сложным и трудоемким делом, поскольку с каждым десятилетием появляется все больше новых материалов для отделки стен и потолка. Если раньше использовали лишь обычные бумажные обои, то теперь появились другие виды обоев, а также были разработаны специальные пленочные покрытия, предназначенные для отделки (линкруст, изоплен и др.), которые также причисляют к обоям.

Классификация обоев

Обои могут придать нарядный вид любому помещению, помогут создать уют в любом доме, главное – выбрать наиболее подходящий вид, рисунок и цвет.

В настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества поистине широк, и покупателям очень сложно сделать выбор, видя такое их разнообразие.

На современном рынке строительных материалов продаются обои следующих видов:

– фоновые;

– с печатным рисунком без фона;

– с фоном и печатным рисунком;

– с печатным полутоновым рисунком без фона;

– с фоном и печатным полутоновым рисунком;

– с рельефным фоном;

– с фоном и рельефным рисунком;

– фоновые с отделкой под шелк;

– бесфоновые с печатным рисунком и отделкой под шелк;

– фоновые с печатным рисунком рельефа и с отделкой под шелк;

– металлизированные с фоном и печатным рисунком;

Обои различаются не только по внешнему виду, но и по физическим характеристикам, а также по своей текстуре. Выбор того или иного вида обоев зависит от того, для какого помещения предназначено покрытие.

– велюровые, фоновые и без фона;

– фоновые с печатным рисунком и пленочным покрытием.

Все обойные материалы классифицируются по следующим параметрам: виду поверхности, рисунку, влагостойкости, плотности и некоторым другим, однако эта классификация является неполной и даже условной. При покупке обоев покупатель обычно старается учитывать основу и технологию изготовления этих материалов.

В зависимости от этого обои принято делить на бумажные, виниловые, стекловолокнистые, фотообои и жидкие обои.

Обои бывают влагостойкими – устойчивыми к влажному истиранию без применения моющих средств, невлагостойкими и моющимися – устойчивыми к применению различных моющих средств.

По способу изготовления обои бывают грунтованные, когда рисунок наносят на предварительно загрунтованное бумажное основание, и негрунтованные.

Грунтованные обои считаются наиболее прочными и выглядят более декоративно. Их целесообразно использовать еще и потому, что благодаря своей плотности они помогают замаскировать небольшие дефекты и неровности поверхностей. Некоторые производители покрывают грунтованные обои специальным влагостойким составом, закрепляющим и предохраняющим рисунок от истирания. В этом случае такие обои можно наклеивать на стены и потолки даже во влажных помещениях. Кроме того, такие обои можно не только мыть, но даже оттирать загрязнения жесткой щеткой.

После оклеивания стен обоями некоторые из них, например стеклообои и виниловые, можно покрывать различными красящими составами, благодаря чему такие покрытия становятся моющимися.

Грунтованные обои бывают рельефные, с многоцветным или одноцветным фоном, и тисненые, изготовленные методом тиснения на плотной бумаге, на которую предварительно нанесен специальный состав.

Существует несколько видов обоев с влагостойким покрытием:

– поливинилхлоридная пленка, или просто ПВХ, как ее чаще называют. Эти обои очень удобно наклеивать, так как на них уже имеется клеевой слой, защищенный подложкой. Пленка ПВХ очень декоративная, бывает либо гладкой, либо с рифленой поверхностью. В последнем случае удобно наклеивать пленку в местах с небольшими дефектами. В продаже встречается акустическая пленка ПВХ, изготовленная на звукопоглощающей основе. Этот материал рекомендуется применять для отделки стен ванной комнаты, туалета, кухни;

– повинол – отделочный материал, состоящий из стеклоткани и хлопчатобумажной тканевой основы с покрытием ПВХ с лицевой стороны. Этот материал целесообразнее использовать для оклеивания стен туалета, ванной комнаты и кухни;

– изоплен – отделочный материал на бумажной основе с покрытием ПВХ с лицевой стороны. Он предназначен для оклеивания стен и перегородок.

Бумажные обои

Рейтинг бумажных обоев продолжает оставаться достаточно высоким, несмотря на то, что они постепенно вытесняются более современными, влаго– и огнестойкими материалами. Такая популярность бумажных обоев объясняется их сравнительной дешевизной и простотой наклеивания на стену. Их можно спокойно использовать для отделки любых помещений с небольшой влажностью воздуха и загрязненностью. Также у бумажных обоев есть одно весьма немаловажное качество: абсолютная безвредность для здоровья человека.

Бумажные обои – самые доступные по цене, но далеко не самые долговечные. Они довольно быстро «выходят из строя», в особенности если перед их наклеиванием поверхность стен или потолка не была подготовлена должным образом.

К недостаткам данных обоев относятся малая прочность, которая начинает проявляться уже в процессе оклейки, и впоследствии – в процессе эксплуатации. Конечно, производители этих материалов стараются улучшить их качество, но бумага по-прежнему остается бумагой, то есть недолговечным материалом.

Однако в настоящее время российская промышленность выпускает многослойные бумажные обои, срок службы которых более продолжительный. Тем не менее перед наклеиванием обоев таких типов следует тщательно подготовить поверхность.

Нужно знать о том, что бумажные обои со временем могут изменить свой первоначальный цвет и немного потемнеть, а светло-розовый рисунок может стать желтоватым. В этом случае придется заменять старые обои новыми. Однако эта неприятность может произойти не так скоро – во всяком случае 2–2,5 года обои вам гарантированно прослужат.

Бумажные обои, выпускаемые современными производителями, отличаются широким разнообразием расцветок и структур, благодаря чему могут удовлетворить даже самого придирчивого покупателя. Так, например, на современном рынке строительных материалов можно приобрести как гладкие, так и рельефные обои, с рисунком и без него, а также бумажные обои, рассчитанные на дальнейшее многократное окрашивание и покрытие специальным водоотталкивающим составом.

Очень нарядны бумажные обои со структурной поверхностью – дуплексные обои, состоящие из двух соединенных между собой полотен бумаги, тисненных еще во влажном состоянии, и грубоволокнистые обои, изготовленные из двух бумажных слоев со слоем древесной стружки между ними.

Наиболее популярными считаются древесноволокнистые и тисненые обои. Именно их рекомендуют для высококачественной отделки все известные дизайнеры. Их несомненные преимущества:

– они не изменяет своей структуры при наклеивании на стены и потолок;

– изготовлены из экологически чистого материала;

– выдерживают до 15 циклов окраски;

– равномерно структурированная поверхность таких обоев придает стене и потолку необычный вид.

Дизайнеры также отмечают, что рядом со стенами, оклеенными такими обоями, очень эффектно смотрятся предметы интерьера.

Существенными недостатками бумажных обоев являются их непрочность, а также невозможность их применения в помещениях с высокой влажностью воздуха.

Сравнительно недавно на рынке появились трехслойные обои с гладким нижним слоем, благодаря которому вероятность деформации обоев в процессе их наклеивания на стену значительно снижается. Основным преимуществом данных обоев является то, что впоследствии при их удалении нижний слой останется на стене и будет являться основой для других обоев.

Не так давно стали пользоваться спросом VIP-обои, называемые «hand made», то есть расписанные вручную. При их производстве применяется специальная бумага, на которую художники наносят рисунок или орнамент, используя для этого только специальные краски. Таким образом, приобретая данное покрытие, вы можете быть уверены в том, что такие обои вы больше нигде не встретите. Кроме того, эти обои защищены от влаги специальным покрытием на восковой основе. Как правило, подобные обои изготавливаются на заказ.

Виниловые обои

Виниловые обои состоят из двух слоев: нижний – слой прочной бумаги (или ткани), верхний – пленка ПВХ, которая придает обоям повышенную прочность. Эти обои можно мыть, причем даже жесткой щеткой, так как они являются водостойкими. Они хороши в использовании на кухне, в прихожей и санузлах, а также в других помещениях с повышенной влажностью.

Виниловые обои отличаются нетоксичностью, устойчивостью к образованию грибков, длительным сроком эксплуатации и износостойкостью. Кроме того, на солнце эти обои долго не выгорают.

Виниловые обои самый интересный, с декоративной точки зрения, отделочный материал, поскольку технология их изготовления позволяет создавать бесчисленное количество вариантов покрытия.

До последнего времени основным недостатком виниловых обоев была их воздухонепроницаемость. Теперь производители решили исправить этот дефект, в результате чего в продаже появились обои с микропорами в структуре винилового покрытия, позволяющими стенам «дышать».

Технология изготовления виниловых обоев постоянно совершенствуется, позволяя создавать все новые и новые структуры и фактуры обоев. В процессе производства в винил добавляют лен, шелк, хлопок, текстиль, велюр и даже фетр, в результате чего появляются новые виды обоев: под текстиль, гобелен, шелкографию и др.

Однако оклеивать стены виниловыми обоями довольно сложно, поскольку этот материал имеет влагостойкий слой из винила, который препятствуют пропусканию излишней влаги. Также виниловые обои обладают большим коэффициентом линейного растяжения: при нанесении клея они значительно растягиваются, а при высыхании сжимаются, поэтому так часто у новичков наблюдается один и тот же дефект стен – швы между полотнищами обоев расходятся.

К виниловым обоям относятся несколько видов:

– вспененный винил, то есть обои с ярко выраженной фактурой. К этой группе обоев относятся также вспененные виниловые обои, предназначенные под покраску;

– компакт-винил – обои с гладкой поверхностью;

– сверхплотный винил. Как правило, обоями данной группы оклеивают стены в кухне, поэтому иногда их еще называют кухонным винилом;

– обои из твердого винила.

Вспененный винил

Лицевая поверхность вспененных виниловых обоев имеет рельефную структуру с блестящими вкраплениями в верхнее покрытие. Материал отличается разнообразной фактурой и расцветкой.

Поскольку виниловые обои воздухонепроницаемы, ими не рекомендуется оклеивать стены спальни.

Рельефная поверхность скрывает многие дефекты и небольшие неровности стен. С помощью этих обоев можно воссоздать популярный ныне эффект рельефной штукатурки.

Компакт-винил

Среди группы виниловых обоев с гладкой поверхностью наиболее популярными являются обои, известные под названием «шелкография». Они изготовлены на основе винилизованной бумаги, окрашенной по специальной технологии с дальнейшими нагреванием и тиснением. В результате получаются довольно тонкие, но в то же время прочные обои, напоминающие шелковые. В настоящее время выпускается шелкография с разной толщиной винилового слоя.

Сверхплотный винил

Поверхность сверхплотных виниловых обоев гладкая, почти глянцевая, в результате чего и мыть ее гораздо лучше, чем другие виды виниловых покрытий. Эти обои отличаются повышенной прочностью и стойкостью к ультрафиолетовым лучам, воздействию влаги, моющих средств.

Твердый винил

Для изготовления обоев из твердого винила используют выпаренный винил – материал, прошедший термическую обработку.

В результате подобной процедуры из винила полностью испаряются формальдегидные смолы, которые считаются очень вредными для здоровья.

Обои из твердого винила отличаются следующими положительными свойствами:

– декоративность;

– устойчивость к воздействию солнечных лучей;

– устойчивость к истиранию и воздействию моющих средств.

Помимо этого, такие обои наклеивать легче, чем другие типы виниловых обоев, так как их можно клеить даже на поверхности, не прошедшие предварительной обработки, то есть не-загрунтованные, незашпаклеванные стены.

Обои из твердого винила имеют сертификат независимой европейской экологической экспертизы. К тому же они не тянутся при наклеивании и не разбухают от клея.

Акриловые обои

Технология изготовления акриловых обоев очень похожа на описанную выше, но только при этом используется не винил, а акрил. Эти обои, по сравнению с виниловыми, не обладают достаточной водостойкостью и износостойкостью, поэтому их не рекомендуется использовать во влажных помещениях.

Текстильные обои

Текстильные обои представляют собой бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон или натуральной тканью.

Наиболее популярной разновидностью текстильных обоев являются велюровые. Это бумажное полотно, на которое в процессе изготовления наносят рисунок, а затем велюровые ворсинки.

В результате поверхность обоев становится бархатистой.

Все разновидности текстильных обоев имеют следующие характеристики:

– повышенные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства;

– высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;

– экологичность;

– высокие антибактериальные свойства.

Использование различных нитей для ламинирования текстильных обоев позволяет обеспечить их любую расцветку и таким образом удовлетворить самые высокие требования современного дизайна. Текстильными обоями можно оклеивать стены и потолки жилых, офисных и административных помещений.

По сравнению с традиционными бумажными обоями текстильные не требуют подгонки по рисунку, поскольку сама текстура этого материала обеспечивает незаметное соединение полос между собой и имитацию сплошной тканевой поверхности.

Линкруст

Линкруст – малоизвестный обойный материал, изготовленный на бумажной основе, на которую затем нанесена тонким слоем лоноксиновая или хлорвиниловая мастика, смешанная с древесной мукой и другими наполнителями. После этого на загрунтованную поверхность с помощью специальных приспособлений выдавливаются разнообразные орнаменты. Обои линкруст можно окрашивать любой, даже масляной краской.

Стекловолокнистые обои

Основу стекловолокнистых обоев составляют стекловолокнистые нити.

Эти обои бывают двухслойными (слой стекловолокна спрессован с бумажной подложкой) и однослойными, с гладкой или рифленой поверхностью. Однако этот рисунок образован не тиснением, а соткан при получении полотна.

После наклеивания стекловолокнистые обои можно покрасить латексными, водоэмульсионными или акриловыми красками. В результате получается долговечное и износостойкое покрытие, выдерживающее частое мытье со щеткой, которое можно перекрашивать до 10 раз.

За рубежом стекловолокнистые обои используют уже около 50 лет, но российскому рынку строительных материалов подобный отделочный материал известен не так давно, не более 15 лет.

Используя стеклообои для отделки зданий старой постройки, можно достигнуть структурной и цветовой унификации поверхностей и придать помещениям современный вид.

Технология производства данного материала заключается в следующем: основу обоев, состоящую из волокон специального стекла, обрабатывают при температуре около 1200 °C, а затем формуют в пряжу и ткут. В результате получается тканое полотно с различным рисунком.

Сырьем для изготовления стекловолокнистых обоев являются минеральные экологически чистые материалы: кварцевый песок, сода, доломит, которые не выделяют в воздух токсичных веществ и не вызывают аллергии. Также к положительным свойствам данных обоев относятся следующие:

– огнестойкость;

– паропроницаемость;

– водонепроницаемость;

– щелоче– и кислотостойкость.

Стекловолокнистые обои можно наклеивать на очищенные от пыли и других загрязнений бетонные и кирпичные поверхности, гипсокартон, ДСП, ДВП, а также на деревянные и металлические основания. Структурная поверхность стеклообоев помогает замаскировать небольшие дефекты стен, трещины и швы между панелями.

Обои под покраску

Обои под покраску представляют собой группу, куда входят три вида: бумажные, стеклообои и флизелиновые. По сути, это совершенно разные обои, поскольку при их изготовлении используются различные материалы в определенных пропорциях. Общим у них являются глубокая рельефность покрытия и отсутствие рисунка.

К положительным свойствам этих обоев можно отнести высокую устойчивость к разрыву, повышенную звукоизолируемость, отсутствие растяжки при натяжении. Эти обои можно приклеивать обычным обойным клеем, который следует наносить непосредственно на стену, что, конечно, заметно облегчает проведение отделочных работ.

Металлизированные обои

Металлизированные обои состоят из бумажной основы и тонкого верхнего металлического слоя, выполненного из алюминиевой фольги. Они представляют собой обои с однотонной поверхностью, на которую нанесена золотая, бронзовая или серебряная краска.

К положительным свойствам таких обоев можно отнести отличную звукозоляцию, огнестойкость, продолжительный срок службы. Недостаток – обои не «дышат».

Поверхность металлизированных обоев износоустойчива, не тускнеет со временем, хорошо моется, однако для их наклеивания необходим специальный дисперсионный клей.

Кроме того, металлизированные обои предъявляют особые требования к качеству поверхности стен, которые должны быть сухими, ровными и, что важнее всего, влаговпитывающими, поскольку обойный клей не может испаряться через металлическую поверхность данного типа обоев.

Экзотические обои

На рынке строительных материалов в последнее время появились новые обои, которые стали называться экзотическими. Эти обои изготовлены из таких необычных материалов, как бамбук, тростник, водоросли и рисовая бумага. Некоторые виды обоев плетут вручную на ткацких станках.

Такие обои отличаются экологичностью, воздухопроницаемостью, антибактериальными свойствами, отличной тепло– и гидроизоляцией.

Фотообои

В последнее время в моду вновь возвращаются фотообои, выполненные на бумажном основании с нанесенным цветным изображением.

Это наиболее распространенный вид обоев, позволяющих придать помещению определенное настроение и даже немного расширить его визуально.

Дизайнеры рекомендуют оформлять фотообоями комнаты с небольшим количеством мебели – это позволит избежать перенасыщения пространства.

Сюжеты фотообоев очень разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются экзотические пейзажи, городские ландшафты и цветы. В настоящее время можно сделать фотообои на заказ.

Фотообои бывают самых разнообразных размеров (табл. 1), которые и определяют их основное назначение.

Таблица 1

Стандартные размеры фотообоев

Например, обои размером 0,97 х 2,2 м можно использовать только для декорирования двери. Их компонуют из двух частей. Фотообои большего размера применяют для оклеивания стен от пола до потолка. Они, как правило, состоят из 2–8 и более полотен. Для создания панорамной композиции вам придется приобрести несколько комплектов фотообоев.

Кварцевые обои

Кварцевые обои на бумажной или флизелиновой основе с верхним слоем из окрашенного песка не только выглядят очень декоративно, но и обладают исключительной стойкостью к механическим повреждениям и истиранию. Кроме того, такие обои можно окрашивать до 20 раз.

В настоящее время разработаны специальные серии кварцевых обоев с изысканным декором, воспроизводящим старинные фрески. Такой отделочный материал целесообразнее использовать для декорирования гостиной или кабинета.

Пробковые обои

Для изготовления основы пробковых обоев используется кора пробкового дуба, предварительно подвергшаяся горячему прессованию. Пробковые обои обладают антибактериальными свойствами и выглядят очень декоративно.

Фанерные обои

Фанерные обои подойдут тем, кто хотел бы видеть стены своего дома деревянными. Однако древесина стоит достаточно дорого, поэтому существует и другой выход – фанерные обои.

Кроме того, такие обои создают ощущение тепла. Процесс их изготовления несложен: на специальную плотную бумагу наносят тонкий слой шпона из ценных пород древесины около 0,1 мм.

Джутовые обои

Джутовые обои представляют собой обойный материал, изготовленный на бумажной основе, ламинированной льняными нитями. Выпускается большое количество расцветок данного покрытия.

Обои на основе серпянки

Относительно недавно на российском рынке строительных материалов появились новые покрытия для стен – обои на основе серпянки.

Несмотря на то что такие обои еще не столь привычны для отечественного потребителя, им довольно быстро удалось найти свою нишу на рынке.

Основу таких обоев составляет нетканое целлюлозное полотно с нанесенным на него отделочным слоем вспененной целлюлозы. Этот новый отделочный материал имеет некоторые преимущества перед другими типами обоев:

– благодаря слою вспененной целлюлозы получается более 60 видов рисунков и фактур с имитацией структурных штукатурок, потолочных структур и тканей. Иначе говоря, данное покрытие позволяет оригинально оформить любое помещение;

– технология изготовления таких обоев позволяет создавать не только покрытия для основной площади стены или потолка, но и отделочные элементы – бордюры;

– материал, из которого производятся такие обои, является воздухопроницаемым, то есть поверхность, оклеенная таким материалом, «дышит», что не только не снижает его прочности, но и, наоборот, повышает ее;

– полотнища обоев при наклеивании не растягиваются, а при высыхании клея не перекручиваются.

Тафтинг-обои

Тафтинг-обои или, как они еще называются, ковровые обои используются для оклеивания не только стен, но и полов. Основу данного материала составляет ткань с приклеенным к ней ворсом.

Такое покрытие лучше всего устраивать в самых прохладных комнатах, поскольку оно не только выглядит очень декоративно, но и сохраняет тепло, а также является своего рода акустическим материалом и поглощает звуки.

Ковровые обои не боятся влажности, относительно огнестойки, а для их наклеивания не потребуется никакого специального клея – подойдет обычный обойный.

Флизелиновые обои

Флизелин – популярный материал, в основном применяемый портными в качестве уплотнителя ткани, однако в последнее время его стали использовать как основу для изготовления различных типов покрытий и для производства обоев.

Флизелиновые обои, едва появившись на рынке отделочных материалов, сразу же завоевали огромную популярность как у простых потребителей, так и у профессионалов. Такая популярность обоев в первую очередь связана с тем, что с их помощью можно достичь эффекта глубины стены благодаря объемному рисунку и преломлению света в хаотичных переплетениях волокон. Для эксклюзивной отделки чаще всего приобретают многослойные флизелиновые обои с гофрированным верхним слоем, позволяющим добиться весьма оригинальных визуальных эффектов.

В случае необходимости флизелиновое покрытие можно покрасить любой дисперсионной краской.

Обои, изготовленные на флизелиновой основе, отличаются от бумажных прежде всего прочностью, а также простотой нанесения этих обоев на стену. В этом случае клей наносят не на полотнища, а непосредственно на саму стену.

Сами же обои остаются сухими. Это очень удобно, особенно благодаря тому, что можно спокойно, не торопясь, подогнать отрезанные полотнища друг к другу.

В процессе наклеивания обои на основе флизелина практически не деформируются, а если впоследствии потребуется заменить покрытие, верхний слой обоев можно просто снять без предварительного размачивания, как это обычно делается с бумажными обоями, в то время как флизелиновая основа остается на стене, выравнивая фактуру поверхности.

Обои на флизелиновой основе маскируют небольшие дефекты стен, например трещины на оштукатуренной поверхности. Их клеят на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и ДСП.

Жидкие обои

Жидкие обои представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава. Покрытия поставляются на российский рынок в порошкообразном или жидком виде. Порошкообразные жидкие обои разводят водоэмульсионной краской, а затем наносят валиком или краскопультом.

Колеровка жидких обоев производится только специальными красками.

Структура готового покрытия состоит из основного цвета, например темно-синего, и двух второстепенных – белого и серо-жемчужного. Этот материал очень прост в применении – достаточно только тщательно перемешать содержимое пакета, добавив определенное количество воды, и обои готовы к нанесению.

Этот материал скрывает небольшие трещины и дефекты, заполняет щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеет швов, ему не страшны неровные стены и углы. Тем же, кто хочет получить качественные стены, их поверхность предварительно следует покрыть грунтовкой. Как правило, продавцы-консультанты предлагают приобрести фирменные грунтовки вместе с жидкими обоями.

Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, однако следует помнить о том, что металлические поверхности также надо покрыть слоем изоляции, поскольку вследствие высокой гигроскопичности данного материала пятна от ржавчины могут проступить на поверхности обоев.

Главным достоинством жидких обоев является то, что их можно наносить на бетонные и гипсокартонные поверхности. Однако последние не должны иметь значительных дефектов (сколов, отверстий).

Поэтому при покупке материалов для отделки стен продавцы-консультанты все чаще рекомендуют жидкие обои, которые скрывают неровности глубиной до 1 см, а также за счет равномерного рисунка, состоящего из мелких вкраплений, визуально сделают ровнее даже самые кривые стены. Тем не менее специалисты советуют предварительно зашпаклевать выбоины и заклеить трещины серпянкой, чтобы снизить расход обоев.

Покрытие имеет следующие преимущества:

– обои можно использовать вторично для отделки стен другого помещения. Для этого следует шпателем снять покрытие со стены, поместить в емкость и также развести водой – обои готовы к применению;

– при нанесении жидких обоев не требуется исправления небольших дефектов поверхности: благодаря их оригинальной фактуре, жидкими обоями можно неплохо замаскировать отдельные неровности стен при условии, конечно, если дефекты не очень велики;

– эти обои пожаробезопасны, не притягивают к себе пыль и не способствуют ее образованию;

– удачно сочетаются с любыми отделочными материалами;

– устойчивы к загрязнению. Если их покрыть лаком, то можно даже мыть;

– срок службы данных обоев составляет не менее 10 лет;

– стены выполнены в едином стиле, без стыков;

– в составе использованы только экологически чистые вещества.

Наклеивание обоев

Дом только тогда приобретает жилой вид, когда он оформлен в полном соответствии со вкусами его владельца. Как это ни парадоксально звучит, зачастую именно настенные покрытия позволяют этого добиться.

Выбор цвета обоев

К выбору цвета обоев отнеситесь очень серьезно. Ведь цвет оказывает огромное влияние на психику человека: ярко-красный, оранжевый действуют возбуждающе, этими цветами можно пользоваться только в исключительных случаях, например, когда нужно мобилизовать все силы организма; желтые оттенки обладают тонизирующим воздействием без особого вреда для организма, а все нежные оттенки – пастельные, светло-розовые – успокаивающим. Обои светлых тонов лучше всего использовать для комнат с недостаточным естественным освещением.

При выборе обоев желательно руководствоваться не только собственными субъективными ощущениями, но и такими объективными факторами, как объем помещения, высота потолка, дефекты поверхности стен и т. д.

Цвета обоев подразделяются на три группы: холодные, теплые и промежуточные, или нейтральные.

К холодным цветам относятся серый, зеленый, синий, фиолетовый, сине-зеленый. Эти тона обладают способностью визуально расширять помещение, поэтому обоями, окрашенными в эти цвета, лучше всего оклеивать стены небольших или узких комнат. К теплым цветам относятся красный, оранжевый, желто-зеленый и желтый. При покупке таких обоев помните о том, что они, наоборот, оптически уменьшают пространство, поэтому могут не подойти для отделки помещений небольшой площади.

Между тем при выборе обоев помните о том, что с возрастом цветовые предпочтения могут меняться. Взрослым, например, больше нравятся гармоничные, неконтрастные сочетания, детям – яркие, но не кричащие комбинации. Кроме того, замечено, что у мальчиков и девочек цветовые пристрастия заметно отличаются. Так, девочки 7-10 лет предпочитают светло-розовые или нежно-оранжевые сочетания, 11–14 лет – сочетание белого с коричневым или светло-голубой цвет. Мальчикам 7-10 лет очень нравятся красный, фиолетовый и зеленый цвета, 11–14 – синий и белый. Поэтому, учитывая цветовые вкусы детей, переклеивайте обои в детской комнате чаще, чем в других помещениях дома.

При выборе цвета обоев помните, что для оклеивания помещений, выходящих окнами на юго-запад, подойдут обои холодных оттенков, а на север – теплых тонов.

Не стоит использовать обои со слишком яркими, броскими, кричащими узорами – они конечно же привлекут внимание гостей, однако вы вряд ли сможете хорошо отдохнуть и расслабиться в собственной квартире.

Узор обоев и параметры помещения

Выбирая узор обоев, обязательно учитывайте размеры и пропорции помещения.

Чтобы сделать помещение оптически выше, подбирайте обои с узором в виде вертикальных полос. Подобному эффекту способствует белый или светлый тон окраски потолка.

Вертикальные полосы на обоях зрительно уменьшают общий объем комнаты, но при этом увеличивают высоту потолка.

Если потолки слишком высокие, а вы желаете оптически уменьшить высоту помещения, подбирайте обои с узором в виде горизонтальных полос или наклейте прямо под потолком бордюр.

Зрительно увеличенной выглядит комната, одна стена которой (без окна и дверей) оклеена декоративными обоями с крупным рисунком.

Если нужно оптически увеличить глубину помещения, одну его стену оклейте светлыми однотонными обоями или обоями с очень мелким узором, который не бросается в глаза.

Чем шире полосы на обоях, тем меньше выражен оптический эффект сжатия пространства.

Крупный узор на обоях зрительно уменьшает пространство. Поэтому, если у вас маленькие комнаты, оклеивайте их обоями с мелкими и редкими узорами, что позволит оптически расширить пространство помещения.

Обои с ровным клетчатым узором помогают зрительно сделать потолок более массивным, тяжелым. Разумеется, при этом комната оптически уменьшится по высоте.

Обои с рисунком в виде ромбов визуально расширяют комнату.

Выбор обоев в зависимости от дефектов стен

Некоторые дефекты можно скрыть, не затрачивая дополнительных средств (например, на шпаклевание стен), с помощью обоев.

Обои с мелким ярким рисунком помогут скрыть некоторые дефекты поверхности стены. Однако такие обои нравятся не всем – любители консервативного стиля предпочитают смотреть на стены, оклеенные однотонными обоями, обычно без рисунка. Если же рисунок есть, он должен быть неброским. Но нужно знать, что для таких обоев нужны отлично выровненные стены.

Неровности стен могут скрыть и обычные бумажные обои светлых тонов с неброским орнаментом.

Выбор бордюров

Бордюры – это поперечные бумажные полосы с различным рисунком шириной 10–15 см. Они являются великолепным элементом дизайна интерьера, благодаря которому помещение приобретает четкие очертания. Помимо этого, бордюры открывают возможность для дизайна в жанре высокой эклектики.

Бордюры рекомендуется использовать в помещениях с высоким потолком, поскольку разделение стены на две части границей на уровне груди человека зрительно уменьшает высоту потолка.

Над бордюром можно наклеить обои одного рисунка, а под ним – другого. Сам же бордюр представляет собой третий рисунок, и комната таким образом приобретает изысканный вид благодаря разнообразию декора.

Подготовка поверхности стены и потолка

Стены и потолки нужно тщательно подготовить: очистить от пыли и грязи и хорошо просушить, так как на сырых поверхностях некоторые виды клея могут загнить и покрытие попросту начнет отклеиваться.

Если стены и потолок были ранее окрашены масляной краской, предварительно обработайте их грунтовкой, а затем зашпаклюйте. Подсохший слой шпаклевки зачистите мелкозернистой шкуркой.

Еще 10–15 лет назад перед оклеиванием обоями стену или потолок не загрунтовывали, а просто оклеивали газетами. Считалось, что бумажный слой препятствует проявлению жирных или клеевых пятен на обоях. В настоящее время подобные проблемы устраняются благодаря применению любой из грунтовок.

Поверхности из ДСП и ДВП, листов гипсокартона и фанеры перед оклеиванием обоями должны быть сухими, очищенными от грязи и пыли. Если данные материалы прикреплены к стене или потолку шурупами или гвоздями, утопите их шляпки в толще листов, после чего загрунтуйте эти места и зашпаклюйте специальным раствором.

Для некоторых видов обоев, например бумажных, требуется предварительно удалить старое покрытие. Это удобно сделать с помощью узкого шпателя, предварительно слегка намочив водой старые обои (рис. 45).

Рис. 45. Удаление старых обоев с помощью шпателя

Нужно помнить о том, что удаление старых обоев – процесс довольно сложный, иногда на очистку только одной стены может уйти целый день.

Обойный клей

Клей может быть жидким, гелеобразным, порошкообразным и гранулированным. Кроме того, обойный клей выпускается в виде прутков и пленок.

В жидком клее клеящее вещество присутствует в виде дисперсии (водного раствора с равномерно распределенными в нем частичками клеящего вещества), в сухом порошкообразном, гранулированном, а также в прутках и пленках – в твердом состоянии.

Для того чтобы приготовить клей необходимой вязкости, нужно развести его водой (специальными разбавителями) или органическими растворителями. Разбавители используются для приготовления дисперсии, а растворители – для растворов.

Для увеличения вязкости в состав клея иногда вводятся наполнители, причем некоторые из них сами по себе обладают клеящей способностью.

Вязкость клея находится в прямой зависимости от массовой доли сухого остатка, которая, в свою очередь, показывает, какое количество клея используется для формирования клеевого шва. Чем выше доля сухого остатка, тем меньше клея расходуется в процессе работы.

Важно, чтобы при выполнении работы вязкость клея не изменялась, поскольку от нее зависит равномерность нанесения состава на оклеиваемую поверхность.

Во время приготовления водорастворимых клеев обратите внимание на то, чтобы при добавлении воды не выпадал осадок.

Самым популярным и доступным по цене является клей КМЦ. Он представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка.

Клейстер из клея КМЦ приготовьте следующим образом: в эмалированной емкости 96 массовых частей воды комнатной температуры смешайте с 4 частями клея, после чего оставьте его на 12 часов для набухания. Пока клей полностью не растворится, раствор нужно не менее трех раз перемешать. Когда клей набухнет, процедите его через мелкоячеистое сито. Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.

Подготовка обоев

После очищения и шпаклевания поверхностей приступите к подготовке обоев. Прежде всего нужно знать, сколько обоев потребуется, а также размеры самой комнаты.

Если требуется оклеить обоями стены комнаты 5 х 4 м, прежде всего определите ее периметр: (5 + 4) х 2 = 40 м. Полученную цифру (периметр комнаты) разделите на ширину обоев, например 0,5 м: 40: 0,5 = 80. Именно такое количество полотнищ обоев понадобится вам для оклейки комнаты.

Далее нужно узнать количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания одной комнаты: 80: 4 = 20 рулонов.

Обычно рекомендуется покупать на 1–2 рулона обоев больше: необходим небольшой запас на случай экстренного ремонта. Имея запасные рулоны обоев, можно заменить только один поврежденный участок, а не переклеивать заново все стены или потолок.

При расчете числа рулонов из общего количества обоев обязательно вычитайте суммарную площадь окон и дверей.

Рассчитать количество стандартных (10,05 м х 0,53 м) рулонов обоев вам поможет таблица 2.

Перед наклеиванием на стены раскатайте рулон, обратив внимание на повторение рисунка и его правильное совмещение с соседними полосами. Нарежьте полотнища и уложите их лицевой стороной на пол или на широкий стол, стараясь, чтобы боковая кромка каждого следующего полотна отступала в сторону примерно на 2 см – это необходимо для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. Затем нанесите клей – валиком или маховой кистью (рис. 46).

Таблица 2

Расчет количества рулонов обоев

Однослойные бумажные обои промажьте клеем один раз, двухслойные и все другие виды обоев – два раза.

После промазывания полотнищ клеем сложите обои таким образом, чтобы клей хорошо впитался. Однослойные обои оставьте для пропитывания клеем на 10 минут, двухслойные и прочие виды – на 25–30 минут.

Рис. 46. Нанесение клея кистью

Техника оклеивания стен обоями

Качественной отделки стен обоями можно добиться в том случае, если работа ведется не в одиночку, иначе придется испытывать определенные неудобства: периодически спускаться на пол, снова подниматься наверх с уже промазанным клеем полотнищем, разглаживать его на стене, следя за тем, чтобы и внизу не было морщин и других дефектов стен. Словом, работать одному очень тяжело. Если у вас есть помощник, работа станет легче, да и качество отделки значительно увеличится.

Правила гласят, что обои следует наклеивать, начиная со стороны окна, – в этом случае стыки между полотнищами будут незаметны.

Обои можно наклеивать встык (при работе с плотными обоями) или внахлест – при наклеивании тонких бумажных обоев, а также обоев, в качестве которых приходится сомневаться. В этом случае кромку накладываемого полотна обратите к свету, чтобы падающая от шва тень не подчеркивала линию стыка.

Следовательно, если вы оклеиваете стену с правой стороны от окна, обрезайте левую кромку, и, наоборот, с левой стороны – правую.

Процесс наклеивания обоев заключается в следующем: возьмите за края сложенный кусок обоев, отогните у него верхнюю часть и приложите к верхней горизонтали того угла стены, от которого вы будете начинать оклеивание (рис. 47). Предварительно отвесом определите ровную вертикальную линию, по которой и выравнивайте полосу обоев.

После приклейки верхней части полотнища тщательно проведите по поверхности обоев сухой салфеткой или валиком до линии сгиба полотнища, затем, отогнув нижнюю половину полотна, так же проведите салфеткой по вертикали до плинтуса, одновременно разглаживая морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы.

С помощью линейки и ножа со сменными лезвиями обрежьте излишки обоев (рис. 48).

Немного сложнее наклеивать обои, если на стене есть выключатель и розетка. Лучше всего отверстия для них вырезать тогда, когда полотнища уже наклеены на стену.

Рис. 47. Приклеивание первой полосы обоев

Рис. 48. Обрезание излишков обоев

Делайте это следующим образом: наклейте полотнище так, как это указано выше, а затем, на ощупь определив местоположение розетки или выключателя, острым ножом со сменными лезвиями сделайте крестообразные разрезы, после чего каждый разрез немного отогните и обрежьте (рис. 49).

Рис. 49. Вырезание отверстия для розетки или выключателя

После того как обои полностью приклеены и разглажены, можете устанавливать выключатели и розетки.

Труднодоступные участки – углы и места за радиаторами парового отопления – оклеивать обоями намного сложнее.

При оклеивании углов на 1,5–2 см заведите обои за угол, приклейте основное полотно и обрежьте излишки. Затем приклейте следующее полотно встык с предыдущим.

При оклеивании участков за радиаторами отопления с помощью линейки как можно ниже заведите полотно обоев за радиатор, затем надрежьте его в местах крепления радиатора к стене, после чего тщательно разгладьте обои.

Самоклеящиеся обои

Все манипуляции, связанные с наклеиванием обоев обычным способом, при наклеивании таких обоев исключаются.

Вам придется только удалить защитный материал, покрывающий клеевой слой, затем приложить верхнюю часть отрезанного полотнища к стене и приклеить обои, аккуратно разглаживая их сверху вниз.

Самоклеящуюся пленку можно наклеить гораздо быстрее, если заранее приготовить ровную деревянную планку со слоем поролона, которой нужно пригладить обои: поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет материал.

На обоях данного вида для облегчения приклеивания имеются сантиметровые деления.

Второе полотнище наклеивайте встык. Другой способ в этом случае использовать не рекомендуется, потому что самоклеящиеся обои довольно плотные и кромки будут сильно выделяться на фоне всего остального покрытия.

Стеклообои

Перед наклеиванием стекловолокнистых обоев поверхность загрунтуйте для обеспечения лучшего сцепления материала со стеной.

Стекловолокнистые обои удобны прежде всего тем, что клей наносится не на подготовленные полотнища, а непосредственно на стену (слой грунтовки к этому времени должен уже высохнуть).

Затем, как и обычно, мягкой салфеткой разгладьте обои сверху вниз, внимательно следя за тем, чтобы не образовывались пузыри и морщины. Для лучшего разглаживания можно использовать чистый валик.

После приклеивания к стене оставьте обои на 12–14 часов для полного высыхания, и только после этого покрасьте их. Затем для лучшего впитывания краски поверхность стеклообоев покройте слоем специальной грунтовки.

Для окрашивания стекло-обоев подойдут любые краски. Перед их приобретением проконсультируйтесь с продавцом. Дело в том, что некоторые краски можно использовать только для окрашивания потолков, а для стен они не подойдут, поскольку в них отсутствуют клеевые добавки.

Наносить краску на стеклообои можно любым способом: как вручную маховой кистью или валиком, так и с помощью пульверизатора. В последнем случае расход материала будет значительно больше.

Виниловые обои

Перед оклеиванием виниловыми обоями очистите поверхность от пыли, просушите, загрунтуйте любым составом и зашпаклюйте.

Виниловые обои подготавливайте так же, как и другие: сначала отмерьте карандашом нужную длину, отрежьте по намеченной линии, затем приложите каждое полотно к промазанной клеем стене, тщательно разгладьте в разных направлениях, следя за тем, чтобы не образовывались пузыри.

Кромку обоев лучше всего обрезать острым ножом, не разворачивая рулона: для этого нужно предварительно выровнять его торец и карандашом обвести снаружи границу кромки. Работая ножом, рулон следует постепенно поворачивать в направлении его свертывания.

Жидкие обои

Несмотря на то что сама структура жидких обоев позволяет замаскировать некоторые дефекты стен, поверхность следует предварительно обработать – очистить от пыли, просушить, затем покрыть любой грунтовкой. После высыхания грунтовки зашпаклюйте поверхность и только после полного высыхания шпаклевки покройте вторым слоем грунтовки.

При наличии старых лакокрасочных покрытий, участков с различной впитываемостью и других проблемных поверхностей нанесите гидроизоляционную грунтовку на основе акриловых связующих.

Дождавшись полного высыхания поверхности, порошкообразный материал насыпьте в ведро емкостью не менее 10 л и замачивайте в течение того времени, которое указано в инструкции.

Когда раствор будет готов, приступайте к нанесению его на стену. Сначала заполните оставшиеся после шпаклевания неровности, затем сразу же нанесите оставшуюся смесь. Делайте это вручную – шпателем, кельмой или с помощью специального пистолета-хоппера. В последнем случае скорость нанесения обоев увеличивается в несколько раз.

Для пистолета подходят все варианты жидких обоев. Несмотря на то что особых навыков при его использовании не требуется, нужно знать следующее правило: к обычному бытовому пылесосу пистолет подключать нельзя, так как при нанесении должно поддерживаться постоянное давление не менее 3–5 атм, для чего и нужен компрессор. Пистолет и компрессор можно взять напрокат в той же фирме, где покупались обои.

Наносите жидкие обои и разравнивайте их в одном направлении. При этом используйте кельму из оргстекла, которую можно приобрести в любом магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно. Для этого нужно вырезать треугольник из оргстекла толщиной 5–6 мм и привинтить к нему ручку. Рабочую поверхность кельмы немного обработайте шкуркой для лучшего сцепления с материалом.

Профессионалы наносят жидкие обои очень быстро, новичку, скорее всего, такой скорости еще долго не достичь, да она и не нужна, поскольку жидкие обои – это не цемент и раствор сохранит все свои рабочие свойства в течение очень долгого времени. Кроме того, неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно хранить в холодильнике в течение 3–4 месяцев. Хотя, конечно, специалисты утверждают, что такие жидкие обои существенно отличаются от свежеприготовленных.

В период высыхания жидких обоев температура воздуха в комнате должна составлять примерно 17–22 °C.

Кстати, неровности и дефекты стен нужно исправлять только тогда, когда покрытие еще окончательно не высохло. Если наносить дополнительный слой на просохшие обои, можно полностью испортить этот участок, так как готовое покрытие поползет за кельмой, вследствие чего на гладкой стене появится шероховатое пятно.

Нанесенное покрытие сохнет от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.

После высыхания жидких обоев для увеличения влагостойкости покрытия можете покрыть поверхность акриловым лаком.

Если покрыть стену жидкими обоями только один раз, получится поверхность с просвечивающими участками старого покрытия.

Жидкие обои нельзя использовать, если температура в помещении не превышает 10 °C. Если же от работы невозможно отказаться, отделку стен следует проводить при включенном электронагревательном приборе. Его можно оставить в помещении после того, как стены полностью подсохнут.

Жидким обоям в отличие от всех остальных покрытий не страшны ни сквозняк, ни тепловентиляторы, которые, наоборот, помогут процессу высыхания стен.

Бамбуковые обои

Бамбуковые обои поступают в продажу в виде квадратов, изготовленных из растительных волокон. Такие обои ткут и окрашивают вручную. Именно поэтому толщина бамбуковых полосок в одном квадрате различается и, кроме того, видно, что они переплетены неровно. Это и придает им особую природную естественность.

Даже в одной упаковке вы можете встретить квадраты, несколько отличающиеся друг от друга по цвету, поэтому, прежде чем наклеивать бамбуковые обои, рассортируйте все квадраты по цвету и пронумеруйте их.

Перед наклеиванием покрасьте стену в тон обоев. В этом случае стыки между квадратами будут менее заметны. Затем нанесите клей (лучше всего использовать водный раствор поливинилового ацетата) на небольшой участок стены и наклейте первый квадрат обоев сверху – по центру стены (рис. 50).

После этого приклейте верхний ряд квадратов. Далее приклейте первый квадрат второго ряда по центру стены и продолжите работу в описанной выше последовательности.

Фотообои

Фотообои необходимо наклеивать в несколько этапов. Сначала тщательно очистите поверхность стены от предыдущего покрытия, измерьте стену и снимите плинтусы.

Рис. 50. Наклеивание первого квадрата бамбуковых обоев

После этого выложите рисунок в соответствии с исходным изображением. Далее проведите на стене горизонтальную линию, равноудаленную от пола и потолка, и вертикальную линию, которая обеспечит расположение рисунка строго по центру стены.

Затем приготовьте клей, придерживаясь пропорций, указанных в инструкции, тщательно размешайте его и приступите к наклеиванию обоев.

Нанесите клей на первый элемент обоев, приложите его к стене, совмещая край полотна с нарисованной на стене линией. При этом отступите от потолка на 5–6 см – это поможет избежать визуального уменьшения пространства комнаты. После этого прижмите обои и разгладьте их специальным валиком по направлению от центра к краю. Каждую последующую часть изображения приклеивайте точно встык.

Закончив работу, удалите острым ножом остатки полотна и прикрепите плинтусы.

Основные дефекты стен, оклеенных обоями, и их исправление

При наклеивании обоев на стены, а также по завершении работ могут обнаружиться следующие дефекты:

– пузыри и морщины. Причины: использование густого клея для наклеивания тонких бумажных обоев, неаккуратное разглаживание, медленное высыхание. Этот дефект, к сожалению, исправить очень трудно, поэтому нужно просто переклеить полотнище;

– отслаивание обоев в верхней части стены и у карнизов. Причина: наклеивание обоев на поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми составами, использование жидкого клейстера, наличие высокой температуры воздуха вследствие применения электрических нагревателей воздуха. Исправление дефекта: удаление старой краски, использование более густого клейстера и тщательное разглаживание наклеенных полотнищ;

Такие дефекты, как заметные глазу швы между полотнищами обоев, рваные кромки на обоях и просветы между полотнищами, можно исправить, только переклеив эти полотнища заново.

– несовпадение рисунка на отдельных полотнищах. Исправление возможно, лишь с помощью переклеивания обоев заново;

– разрыв обоев в углах стен. Причина: бумажные обои при намазывании клейстером расширяются, а при высыхании уменьшаются в размерах. Исправление дефекта: переклеивание обоев так, чтобы кромка обоев, перекрывающая угол, составляла в ширину примерно 5 см.

Техника оклеивания потолка обоями

Перед наклеиванием обоев поверхность следует тщательно подготовить: удалить старую краску, мел, старые обои до штукатурки.

Отделка потолков обоями – процесс, более сложный и трудоемкий, чем оклеивание стен, и требует определенных навыков и знаний. Удобнее всего такую работу выполнять втроем: два человека наклеивают обои, а один наносит на них клей и подает.

Вдвоем проводить наклеивание обоев на потолок намного сложнее, но все же легче, чем в одиночку: в то время когда один человек прикладывает первую половину полотнища, его напарник держит вторую половину навесу до тех пор, пока полотнище не будет прижато (рис. 51).

Рис. 51. Наклеивание обоев на потолок вдвоем

Самый же трудный вариант – это когда ремонт потолка приходится производить одному человеку. В последнем случае сложите обои гармошкой и поочередно прижимайте к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживайте полотно, а другой удерживайте сложенную гармошкой оставшуюся часть (рис. 52).

Рис. 52. Наклеивание обоев на потолок в одиночку: а – сложенное гармошкой полотнище обоев; б – наклеивание полотнища на потолок

Обои на потолок наклеивайте в направлении от окон. А чтобы они ровно покрывали поверхность, на потолок предварительно нанесите разметку.

Приклеивание бордюров

Прежде всего проведите карандашом на стене линию на выбранной высоте расположения бордюра. Если вы планируете приклеить бордюр посередине стены, используйте уровень.

После этого отрежьте полосу бордюра, промажьте ее клеем, расположите с нахлестом в 1,5–2 см на соседнюю стену и пригладьте мягкой щеткой. При этом лучше всего работать с помощником, который будет придерживать еще не приклеенный кусок бордюра (рис. 53).

Бордюр на соседней стене приклейте с нахлестом в несколько миллиметров, а затем обрежьте его в углу, используя острый резак и шпатель в качестве направляющей. Затем отогните полоску нахлеста, промажьте ее клеем и прижмите к углу.

Рис. 53. Приклеивание бордюра

Подберите рисунок на стыках так, чтобы он совпадал, прорежьте насквозь обе полосы бордюра, отогните отрезанные края (рис. 54), промажьте их клеем и, удалив обрезки, плотно прижмите к стене. Выступающий клей аккуратно вытрите губкой.

Очень аккуратно наклеивайте бордюр у дверей и оконных рам. Отрезать лишнюю часть бордюра следует за внешним краем рамы.

Рис. 54. Совмещение рисунка на стыках

Подвесные потолки

Конструкция любого подвесного потолка включает в себя несущий каркас и материал, которым он заполняется, – листы, рейки, плитки, изготовленные из алюминия, оцинкованной стали, ПВХ, спрессованного стекловолокна, минерального волокна, ДСП и гипсокартона.

Классификация подвесных потолков

Все подвесные потолки, в зависимости от элементов, используемых для заполнения пространства каркаса, можно разделить на следующие группы:

– плиточные;

– панельные;

– реечные;

– кассетные;

– потолки с открытыми ячейками.

Наиболее часто в квартирах устанавливают плиточные и реечные потолки, которые делают как в один, так и в несколько уровней (рис. 55).

Рис. 55. Разноуровневый подвесной потолок

Панельные и кассетные потолки, а также потолки с открытыми ячейками устраивают в квартирах редко, однако в последнее время они приобрели популярность у владельцев коттеджей и загородных домов, которые делают такие потолки в холле, гараже, спортзале и некоторых других помещениях. Монтаж таких потолков чрезвычайно сложен: для него требуются определенные навыки, специальные инструменты и стройматериалы. Поэтому установку этих потолков следует доверить специалистам.

Плиточные потолки

Они представляют собой каркас, на котором укреплены плитки квадратной или прямоугольной формы. Потолки такой конструкции (рис. 56), как правило, точно повторяют контуры помещения.

Наибольшим спросом пользуются плитки белого цвета, так как они обладают самой высокой отражающей способностью. Кроме того, при желании белые плитки можно покрасить в любой цвет или нанести на них какой-либо рисунок.

Рис. 56. Плиточный потолок

Плиточные потолки подразделяются на влагостойкие и невлагостойкие. Первые собирают из плиток, которые не разбухают и не деформируются под действием влаги. В связи с этим их можно использовать для отделки ванной комнаты и кухни. Однако при выборе влагостойких плит необходимо обращать внимание и на каркас: он тоже должен быть изготовлен из материала, устойчивого к влаге.

Невлагостойкие потолки применяются для отделки залов, спален, гостиных, прихожих. Их делают из минераловолокнистых и некоторых других видов плит.

Реечные потолки

Такие потолки состоят из конструкции, включающей в себя рейки, подвесы, шины, плинтусы и т. д.

Реечные потолки (рис. 57) пользуются большим спросом, чем плиточные, поскольку они выпускаются различного цвета и текстуры, что позволяет создать в квартире неповторимый дизайн.

Рис. 57. Реечный потолок

Достоинства подвесных потолков

За последние несколько десятилетий подвесные потолки стали очень популярными. В этом нет ничего удивительного, потому что у них очень много достоинств.

Одним из главных плюсов этого отделочного материала является то, что с его помощью можно буквально преобразить комнату. Так, например, подвесные потолки могут быть изготовлены из непрозрачного, полупрозрачного или полностью прозрачного материала, кроме того, его можно комбинировать. Потолки можно декорировать зеркальными плитками, устанавливать в них светильники.

Одним из наиболее популярных в последнее время является подвесной потолок, имитирующий звездное небо.

С помощью подвесного потолка очень легко скрыть многие дефекты поверхности: неровности, трещины, идущую по ним электропроводку, всевозможные коммуникации, несущие перекрытия. При необходимости в пространстве между перекрытием и навесным потолком можно установить дополнительные коммуникации: пожарную или охранную сигнализацию и т. д.

Одним из достоинств подвесных потолков можно назвать также то, что с их помощью можно создать акустический эффект в помещении. Для этого необходимо выбирать конструкции со следующими видами плит:

– перфорированными гипсовыми;

– минераловатными;

– металлическими;

– двухслойными плитами с лицевым перфорированным слоем из минераловатной плиты;

– ДСП.

При использовании некоторых других видов материала звук в комнате, наоборот, может усилиться.

Кроме того, в зависимости от материала, из которого изготовлены потолки, они могут быть пожаростойкими.

Навесные конструкции позволяют изменить уровень потолка: гладкий сделать ступенчатым, а с разным уровнем высот, наоборот, ровным.

Недостатки подвесных потолков

Главным недостатком подвесных потолков является то, что при их установке высота помещения уменьшается в среднем на 5-15 см. Это особенно неудобно для тех квартир, в которых высота потолков составляет менее 3 м.

При некоторых видах подвесных потолков (например, реечных) могут возникнуть проблемы с установкой светильников.

Вторым недостатком подвесных потолков продолжает оставаться их довольно высокая стоимость. Самыми дорогостоящими являются конструкции, имеющие сложные узоры, встроенные лампы и т. д.

Плиточные подвесные потолки. Устройство и монтаж

Прежде чем выбрать вид подвесного потолка, необходимо учесть, какой из них будет наиболее эстетично выглядеть в данном жилом помещении. Кроме этого, следует составить смету затрат и учесть возможности семейного бюджета.

Цвет и фактура

Плиты, как твердые, так и мягкие, чаще всего выпускают чисто-белого цвета. Обычно они обладают гладкой фактурой, но могут быть шероховатыми, декорированными выпуклыми точками, зазубринами или небольшими геометрическими фигурами.

Группы

На первый взгляд подвесные потолки различных фирм похожи между собой, но это сходство лишь внешнее. На самом деле потолки значительно отличаются друг от друга по качеству и назначению. Крупные компании имеют собственную классификацию потолков по качеству и внешнему виду.

Подвесные плиточные потолки большинства известных фирм можно условно разделить на три группы, а каждую из них, в свою очередь, подразделить еще на несколько видов:

– prima;

– basis;

– функциональные потолки.

Подвесные потолки, которые входят в группу «prima», достаточно влагостойкие. По расчетам специалистов, потолки выдерживают влажность до 95 %. Это качество позволяет использовать потолки данной группы в помещении с повышенной влажностью.

Группа «вasis» представлена подвесными потолками, которые рассчитаны на влажность воздуха только до 70 %. Приобретать эти плиты для установки на кухне или в ванной комнате не рекомендуется, так как на них могут местами появиться вздутия.

Функциональные подвесные потолки могут быть собраны из разных видов плит, которые обладают определенными специфическими свойствами и подразделяются на акустические, гигиенические, влагостойкие и эксклюзивные.

Акустические плиты

Акустические плиты обладают звукопоглощающим свойством. Они изготовлены из мягкого и рыхлого по структуре стекловолокна с микроперфорацией.

Гигиенические плиты

Гигиенические плиты наиболее подходят для использования в детских и лечебно-медицинских учреждениях. Они имеют специальное покрытие из виниловой антимикробной пленки, которую при необходимости можно мыть струей воды под высоким давлением.

Влагостойкие плиты

Влагостойкие плиты приобретают для устройства подвесного потолка в помещениях с высокой влажностью. В материал, из которого изготовлены плиты, добавлены специальные вещества, содержащие кремний, что и придает им высокую влагостойкость.

Эксклюзивные плиты

Эксклюзивные плиты представляют собой продукцию с покрытием высокого качества, с широким цветовым спектром, разнообразной фактурой и рельефами. В группу эксклюзивных потолочных плит входит более 15 видов.

По желанию покупателя сотрудники фирмы комбинируют плиты с различной фактурой. В результате заказчик получает навесной потолок с декоративным, причудливым узором.

Виды плиточных потолков

Среди многообразия плиточных потолков можно выделить несколько видов в зависимости от тех материалов, из которых изготовлены плиты. Это могут быть потолки из минераловатных, минераловолокнистых или гипсовых плит, а также металлические, зеркальные потолки и потолки со встроенными осветительными приборами. При современном строительстве часто используют потолки из минераловолокнистых или минерало-ватных плит.

Характеристика минераловолокнистых плит

Минеральное волокно считается экологически чистым строительным материалом, обеспечивающим отличную звуко– и теплоизоляцию.

В помещениях с высокой влажностью (ванной комнате или кухне) минерало-волокнистые плиты использовать не рекомендуется.

После покупки плит до начала ремонта их следует хранить при температуре 18–30 °C и влажности до 70 %. Но это требование относится не ко всем плитам, так как плиты некоторых фирмпроизводителей легко выдерживают температуру до 40 °C и влажность воздуха до 95 %.

Минераловолокнистые плиты, как правило, выпускают однородного белого цвета, но некоторые фирмы производят плиты различных цветов. Минераловолокнистые плиты вы можете покрасить сами, применяя латексные краски.

Минераловолокнистые плиты имеют различную структуру поверхности. Плиты с гладкой поверхностью обладают прекрасным светоотражением при непрямом освещении. Фактурная поверхность плит со множеством микроотверстий обеспечивает надежную звукоизоляцию.

Характеристика минераловатных плит

Минераловатное полотно обладает высоким шумопоглощающим эффектом. Плиты из этого материала называют акустическими. Они обладают прекрасной водостойкостью, причем влага, попавшая на такую плиту, очень быстро впитывается и не оставляет никаких следов.

Минераловатные плиты имеют следующие свойства:

– снижают уровень шума в любом помещении с коэффициентом звукопоглощения 75–90 %;

– соответствуют требованиям пожарной безопасности;

– предназначены для использования в помещениях с высокой влажностью (до 95 %).

Существует более тысячи различных оттенков окрашенных минераловатных плит. При правильной эксплуатации подвесных потолков из этого стройматериала можно надеяться, что их первоначальный цвет сохранится надолго.

Физические свойства плиточных материалов

Среди физических свойств материалов, из которых изготовлены плиты для подвесных потолков, особенно важны следующие:

– звукоизоляция;

– теплоизоляция;

– светоотражение;

– ударопрочность.

Звукоизоляция – способность материала снижать уровень акустических шумов. Звукоизоляционными свойствами обладают практически все виды плит для подвесных потолков.

Теплоизоляция – свойство материала препятствовать проникновению тепла или его утечке. Плиты всех фирм-производителей обладают хорошей теплоизоляцией.

Светоотражение – способность поверхности потолка отражать световые лучи. Светоотражение измеряют в процентном соотношении.

Уровень освещения будет зависеть от того, насколько хорошо отражает свет поверхность потолка. Еще выше требования к поверхности плит при косвенном освещении.

Ударопрочность – свойство материала, из которого изготовлены плиты, противостоять механическому воздействию во избежание повреждения поверхности потолка.

В случае если разница между яркостью света непосредственно от осветительного прибора и яркостью света, отраженного поверхностью потолка, будет велика, может возникнуть эффект ослепления.

Конструкция и монтаж

Конструкция плиточных подвесных потолков состоит из каркаса и плит. Плиты могут быть произведены из твердого или мягкого минерального волокна. Размеры плит – 610 X 610 или 600 X 600 мм при толщине 15 мм. В каталогах различных фирм можно найти плиты с другими параметрами, например 625 X 1250 или 600 X 1200 мм. Но подобные плиты чаще всего делают на заказ.

Каркас для подвесного потолка представляет собой конструкцию из металлических реек, которые соединены между собой определенным образом в модульную решетку (рис. 58).

Рис. 58. Конструкция подвесного плиточного потолка: 1 – потолочная панель; 2 – крепежный уголок; 3 – профиль; 4 – главный несущий элемент стальной конструкции; 5 – поддерживаемая решетка потолка; 6 – поддерживающий трос; 7 – элемент поперечной опоры

Приобретая подвесной потолок, обратите особое внимание на способ стыковки плит с каркасом. Может случиться так, что вы получите в комплекте плиты одной фирмы, а каркас – другой. В этом случае качественно смонтировать потолок будет очень трудно. Если даже удастся завершить монтаж, то нет никакой гарантии, что потолок прослужит долго, плиты очень быстро начнут деформироваться. Необходимо проследить еще и за тем, чтобы конфигурация кромок плит точно соответствовала данному типу каркаса.

Каркасы для подвесных потолков бывают трех видов: видимый, полускрытый и скрытый каркас. Наиболее популярны видимые и полускрытые каркасы – их легче монтировать.

Сами плиточные подвесные потолки бывают плоскостными и криволинейными. Причем последние рекомендуется использовать для создания разноуровневых потолков.

Монтировать подвесной потолок самостоятельно не рекомендуется. Существуют специальные бригады хорошо подготовленных рабочих, к которым можно обратиться за помощью. Лишь в небольших помещениях, например в ванной комнате, вы можете без особого труда смонтировать плиточный подвесной потолок. Схема монтажа плиточного потолка показана на рисунке 59.

Рис. 59. Монтаж плиточного потолка. Вариант 1 (а): 1 – межкомнатная перегородка; 2 – плита перекрытия; 3 – резиновая (каучуковая) прокладка между потолком и монтажной лентой; 4 – монтажная лента, смонтированная через резиновую прокладку; 5 – термозвукоизоляция; 6 – металлический или деревянный стержень; 7 – горизонтальная направляющая; 8 – металлический профиль; 9 – гипсокартон. Вариант 2 (б): 1 – межкомнатная перегородка; 2 – плита перекрытия; 3 – резиновая прокладка между потолком и монтажной лентой; 4 – монтажная лента, смонтированная через резиновую прокладку; 5 – термозвукоизоляция; 6 – горизонтальная направляющая; 7 – металлический профиль; 8 – гипсокартон

Если же опыта подобной работы у вас недостаточно, лучше все-таки воспользоваться услугами профессионалов.

Реечные подвесные потолки. Устройство и крепление

Реечные подвесные потолки состоят из загнутых по бокам алюминиевых реек. В основном в продаже имеются рейки длиной 3 и 4 м. В некоторых магазинах установлены специальные станки, на которых можно отрезать рейку любой длины. Ширина реек может колебаться от 9 до 20 см. Наиболее удобны для работы 10-сантиметровые рейки.

Важным параметром реек, предназначенных для подвесного потолка, является их толщина. Чем толще рейка, тем надежнее будет закреплен потолок. Оптимальная толщина реек – 0,5 мм, что предотвратит деформацию потолка. Если рейки более тонкие, потолок может деформироваться, и на нем появятся заметные вмятины.

Рейки для устройства подвесных потолков могут быть трех типов: открытые, закрытые и со вставками.

Закрытые рейки обычно крепят встык, заводя одну за другую, а между открытыми рейками оставляют чуть заметный зазор, который совсем не виден, если высота потолка около 5 м.

Рейки со вставками напоминают открытые, но при монтаже расстояние между ними прикрывается узкими алюминиевыми полосками.

Рейки бывают разных цветов, но до сих пор самым популярным считается белый.

Монтаж реечных потолков

В комплект подвесного реечного потолка входят рейки, шина (каркас) и плинтус. К комплекту приложена подробная инструкция по монтажу данного вида потолка.

Другой частью комплекта является шина, выполняющая роль каркаса и представляющая собой алюминиевую или стальную планку с небольшими зубчиками, за которые при монтаже цепляют рейки. Каждому типу реек соответствует своя шина, чтобы на смонтированном потолке не возникло щелей, перекосов, каких-либо изгибов. Кроме того, нельзя крепить рейки одной фирмы-изготовителя на шину другой.

Нельзя забывать о том, что реечные потолки отнимают 5-11 см высоты помещения, по этой причине их монтаж в квартире с низкими потолками нерационален.

Шину с закрепленными на ней рейками следует зацепить за подвес, который регулируется по высоте. Это самая важная деталь конструкции. Потолок стал называться подвесным именно потому, что висит на подвесе.

Установку реечных подвесных потолков лучше всего доверить монтажникам-профессионалам. Довольно часто подобную услугу оказывают фирмы, реализующие подвесные потолки.

Если вы решили самостоятельно заняться монтажом потолка, строго следуйте инструкции, а самое главное – действуйте осторожно и аккуратно. При работе с рейками помните, что если слишком сильно нажать, на рейке останется вмятина, и подобный дефект исправить уже нельзя.

Существует несколько вариантов сборки реечных потолков:

– разноуровневый потолок;

– геометрический узор;

– зеркальный;

– оформление арок;

– зональное деление комнат;

– моделирование волн;

– комбинированный (реечный потолок, совмещенный с другими видами отделки).

Монтаж потолков и освещение

При установке подвесных потолков необходимо заранее позаботиться о светильниках. Люстры или другие большие абажуры для них не подходят. Необходимо приобрести точечные или растровые светильники.

Устанавливать светильники необходимо во время монтажа самих потолков, а не после того, как все работы будут закончены.

Как правило, светильники рекомендуется выбирать под цвет основного потолка. Так, если плитки белого цвета, то и светильники должны быть белыми, а если потолок собран из реек под золото, то и светильники необходимо выбирать соответствующие. Для ванной комнаты приобретите светильники со специальными колпачками, которые будут защищать их от влаги.

Все точечные светильники можно разделить на две группы:

– поворотные, имеющие подвижную верхнюю часть арматуры. Благодаря этому световой поток можно сфокусировать в нужном направлении;

– неповоротные, освещающие определенный участок квартиры.

При выборе светильников учитывайте показатель их защиты – IP. Он, как правило, указывается на инструкции, прилагающейся к светильнику, или на коробке, в которую он упакован.

Показатель защиты представляет собой двухзначное число. Первая цифра обозначает степень защиты от проникновения твердых частиц внутрь светильника, вторая – защиту от влаги.

Значения 1-й цифры:

1 – защита от частиц размером от 50 мм;

2 – защита от частиц размером от 12 мм;

3 – защита от частиц размером от 1 мм;

4 – защита от частиц размером от 1 мм;

5 – защита от пыли;

6 – полная защита от пыли;

0 – защита отсутствует. Значения 2-й цифры:

1 – защита от вертикально падающих капель;

2 – защита от капель, падающих под углом 15°;

3 – защита от брызг, падающих под углом 60°;

4 – защита от брызг;

5 – защита от водяных струй;

6 – защита от мощных водяных струй;

7 – защита от кратковременного погружения в жидкость;

8 – защита от длительного погружения в жидкость;

0 – защита отсутствует.

Если показатель защиты не указан ни в инструкции, ни на упаковке, значит, защита светильника не предусмотрена.

Виды светильников

Светильники разделяют на две группы: рассчитанные под лампы накаливания или под галогенные лампы.

Светильники под лампы накаливания

Под лампой накаливания понимают источник света с излучателем в виде тонкой проволоки, изготовленной из тугоплавкого материала и помещенного в стеклянную колбу. Проходя через проволоку, электрический ток накаляет ее до температуры 2200–3000 °C.

Как правило, в точечных потолочных светильниках применяют зеркальные лампочки. Их нижняя часть покрыта зеркальным слоем, что способствует увеличению яркости светового потока и предохранению лампы от перегревания. Благодаря этому такие лампы работают в течение длительного времени.

Различают два типа ламп накаливания: открытые или с защитным кожухом. Последний служит для защиты лампы от конденсации на ней влаги, поэтому такие лампы рекомендуется использовать для ванной комнаты или кухни.

Эти лампы очень легко менять: достаточно просто выкрутить перегоревшую лампу и вкрутить новую. Недостаток их заключается в том, что они вместе с арматурой занимают много места: от 8-12 см.

Светильники под галогенные лампы

По многим характеристикам галогенные лампы намного удобнее в использовании.

Отличие галогенной лампы от лампы накаливания заключается в следующем. Нить накаливания располагается в колбе, наполненной инертным газом с галогенами. Кроме того, ее размер намного меньше лампы накаливания. Благодаря этому она занимает меньше места и больше подходит для подвесных потолков.

В магазинах представлен богатый выбор светильников, рассчитанных на использование галогенных ламп. В них можно вставлять как обычные лампы, так и с отражателями.

Как и светильники для лампы накаливания, плафоны светильников для галогенных ламп могут быть открытым или иметь защитное стекло для предохранения лампы от пыли или влаги.

Галогенные лампы работают в течение длительного времени и перегорают редко. Если это все же случилось, лампу в плафоне можно заменить самостоятельно. При этом необходимо соблюдать правило: брать новую лампу нужно не руками, а чистым полотенцем или салфеткой. Дело в том, что на коже пальцев имеется жир, и попадание даже микроскопического его количества на поверхность галогенной лампы грозит ее разрушением, и срок ее службы значительно сокращается.

При меньших размерах галогенная лампа обладает большей мощностью и при этом расходует меньше электроэнергии (примерно в 3 раза).

Галогенные лампы рассчитаны на 220 и 12 В. Срок службы 220-вольтных лампочек – 2000 часов, 12-вольтных – 4000 часов. Наибольшим спросом в России пользуются лампы в 220 В, так как именно на такое напряжение рассчитана электрическая проводка.

Если площадь помещения невелика, для освещения вполне можно использовать любые точечные светильники.

Точечные светильники могут быть различной формы, со стеклянным, металлическим, латунным или пластиковым корпусом. В магазинах имеются также светильники с различными видами напыления, что позволит выбрать светильники, оптимально подходящие под потолки. Светильники могут различаться не только формой и цветом корпуса, но и цветом защитного стекла (если оно имеется). Так, промышленность выпускает светильники со стеклом лазоревого, изумрудного, бирюзового и других цветов.

Лампы, рассчитанные на 12 В, способны работать в два раза дольше, однако для того, чтобы использовать их, потребуется преобразовать напряжение в сети с помощью трансформатора.

Монтаж точечного светильника в подвесном потолке не представляет сложностей. Следует измерить диаметр светильника и вырезать в потолке отверстие соответствующего размера. Затем нужно установить светильники на потолке, а только после этого приступать к установке самого потолка.

Если подвесной потолок монтируется в большом помещении, где требуется много света, например в гостиной или рабочем кабинете, рекомендуется отдавать предпочтение не точечным, а растровым светильникам.

Различают два типа растровых светильников: накладные и встраиваемые. Накладные можно устанавливать как на подвесные потолки, так и на другие виды покрытий. Встраиваемые светильники предназначены специально для подвесных потолков.

При выборе растровых светильников необходимо учитывать, что они выпускаются двух стандартов: европейского (600 X 600 мм) и американского (610 X 610 мм).

Монтаж растровых светильников отличается от точечных. В этом случае при приобретении материалов для подвесного потолка следует приобрести и так называемый экран – рейку с выполненными в ней отверстиями для растрового светильника. Чаще всего экран продается в комплекте со светильником.

Украшение подвесных потолков

В недалеком прошлом потолки были белыми независимо от того, белили их, оклеивали обоями или покрывали краской. Подвесные потолки также чаще всего выбирают именно белого цвета. Выше уже упоминалось, что при желании белые плиточные подвесные потолки вы можете покрасить в любой цвет.

Потолки можно украшать росписями наподобие тех, которые делали в прошлом на потолках бальных залов и залов для приема гостей. Особенно хорошо это смотрится в помещениях с высокими потолками.

Роспись можно легко сделать самому или заказать у художника. Тематика росписи может быть самой различной, однако необходимо учитывать общий стиль помещения.

Ремонт подвесных потолков

В том случае, если потолок собран из плиток, ремонт не вызовет сложностей. Если какая-то плитка была повреждена, просто замените ее новой. В связи с этим при покупке материалов для потолка приобретите несколько большее число плиток. Иначе будет очень сложно подобрать нужную плитку, она может отличаться цветом, фактурой и т. д.

Ремонт реечного потолка лучше всего доверить специалистам.

Устранение дефектов плиточного потолка

Провисание отдельных рядов или отдельных плиток. Этот дефект может возникнуть из-за ослабления подвесных деталей (вертикальных подвесок и согнутых пластин). Кроме того, провисание может произойти из-за деформации крепежных деталей.

Для устранения дефекта подтяните подвесные детали или замените поврежденные крепежные детали.

Провисание всего потолка. Этот дефект может возникнуть из-за неправильного выбора материала для горизонтальных направляющих каркаса. Кроме того, потолок может провиснуть из-за слишком большого шага при установке стальных штырей каркаса.

Для устранения дефекта необходимо произвести замену провисших элементов каркаса. Выполнение этой работы под силу только профессионалам.

Натяжные потолки

С помощью натяжных потолков можно получить идеально ровную и гладкую поверхность. Для монтажа таких потолков вам не придется выносить мебель или покрывать ее полиэтиленовой пленкой, заклеивать окна и переклеивать обои или заново ремонтировать полы.

Монтаж натяжных потолков предельно прост, однако выполнить его могут только профессионалы, у которых имеются определенные навыки. Сначала они установят специальный каркас – багет, на который затем натянут пленку потолка, разогретую до 60 °C.

Самыми популярными являются французские и немецкие натяжные потолки. Товар отечественных производителей по техническим показателям нисколько не уступает импортному, однако проигрывает по сравнению с ним по внешнему виду.

Технические требования к монтажу натяжных потолков достаточно просты. Самое главное – в помещении должны быть закончены все ремонтные работы, а вся строительная пыль и мусор убраны. Если вы планируете через некоторое время после установки натяжных потолков сносить межкомнатные перегородки, делать теплые полы, менять проводку, то лучше отложите монтаж потолков, поскольку во время капитального ремонта ваш потолок придет в негодность.

Клеевые потолки

Самым простым и относительно недорогим видом потолочных покрытий является клеевой потолок. Он состоит из плиток прямоугольной или квадратной формы (рис. 60) из экструдированного полистирола (пенопласта).

Рис. 60. Распространенные виды потолочных плиток

Плитки могут быть простые или ламинированные пленкой, цветные или белые. Ламинированные плитки бывают окрашены под дерево, рогожу, ткань (рис. 61), перламутр или камень. Кроме того, поверхность плиток может иметь рельефную структуру, имитирующую лепнину или резьбу по дереву. Стандартный размер плиток 50 X 50 см.

Рис. 61. Ламинированные потолочные плитки: а – плитка, окрашенная под ткань; б – плитка, окрашенная под рогожу

Наклеивание плиток

Потолочные плитки приклеивайте на предварительно подготовленную поверхность. Сначала смойте и счистите побелку или обои шпателем, затем заделайте все щели, трещины и прогрунтуйте потолок.

Для приклеивания панелей вы можете использовать как клей ПВА, так и другие универсальные клеи, предназначенные для приклеивания потолочных покрытий.

Для монтажа потолочных плиток натяните по диагонали между противоположными углами потолка бечевки и отметьте в месте их пересечения центр. Через него проведите крест накрест две прямые линии от стены к стене, которые разделят комнату на четыре части.

После этого нанесите на обратную сторону плитки тонкий сплошной слой клея и приклейте первую плитку в обозначенном центре потолка. Последующие плитки приклеивайте параллельными рядами вдоль прямых линий, проведенных от стены к стене.

Кромку потолка между стеной и потолком заклейте карнизами или потолочными плинтусами, которые завершат оформление потолка и придадут ему неповторимый колорит.

Уход за клеевыми потолками

Потолок, отделанный ламинированными плитками, можно чистить любыми моющими средствами. Если же поверхность плитки не покрыта пленкой, ее следует протирать сухой тканью или чистить пылесосом.

Отделка полов

Почему-то принято считать, что самое трудное в ремонте и отделке – это настил полов. Однако такое мнение зачастую бывает связано с отсутствием достоверной информации.

Правильно настелить линолеум или любой другой рулонный материал, например ковролин, совсем не трудно, достаточно только следовать советам специалистов.

Паркет

Для паркетных покрытий применяются штучный паркет, паркетные доски, наборный паркет и паркетные щиты (рис. 62).

Укладывать штучный паркет на дощатое основание можно только тогда, когда доски прочно прикреплены к лагам. На бетонном основании предварительно следует устроить дощатый настил.

Паркетные доски – нижнее основание из досок или брусков, на которые наклеено лицевое покрытие из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками. Для соединения между собой на кромках паркетных досок следует выполнить пазы и гребни.

Мозаичный, или наборный, паркет состоит из планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованными кромками, наклеенных лицевой частью на лист бумаги, которую нужно снять вместе с клеем после укладки паркета на основание пола.

Рис. 62. Виды паркета (размеры даны в мм, цифры в клетках обозначают порядок укладки щитов): а, б – планки штучного паркета; в – паркетный щит; г – порядок укладки паркетных щитов; д – наборный (мозаичный) паркет; е – паркетные доски

Способы укладки паркета:

– на гвоздях (в том случае, если основание изготовлено из досок);

– на горячих или холодных битумных мастиках;

– на клеевых составах;

– «плавающим» методом.

Укладка паркета по дощатому основанию

Перед укладкой паркетных планок или штучного паркета со шпунтом доски основания покройте специальным строительным картоном или любой другой подложкой, чтобы пол после настила паркета не скрипел.

Паркет можно укладывать различными рисунками (рис. 63), однако чаще всего укладка паркета ведется «в елку» с фризом или без, причем фриз делается без окантовки или с окантовкой в одну жилку, с продольной линейкой из паркетных планок или с продольной линейкой из планок с жилкой. Способ укладки без фриза в основном используется при отделке помещений административных зданий.

Длина паркетных планок зависит от ширины комнаты. Сначала поперек комнаты насухо выложите змейку из паркетных планок, каждая из которых соответствует ряду паркета. Примыкающие к стенкам планки не должны доходить до них на 10–15 мм, а общее количество планок в змейке должно быть четным. Одна «елка» состоит из двух планок.

Если при раскладке змейки из паркета шириной более 40 мм получилось целое нечетное число рядов, сдвиньте змейку на половину длины паркетной планки в сторону продольной стены комнаты, одну планку распилите под углом 45°. Оба крайних ряда выложите из этих половинок.

Рис. 63. Укладка паркета: а – «в елку»; б – прямым квадратом; в – развернутым квадратом; г – прямыми линиями; д – ковровым рисунком

Укладка паркета на мастике

Укладку паркета на битумной мастике выполняйте по бетонной стяжке (рис. 64), которую предварительно очистите от грязи и неровного раствора металлическими скребками, после чего удалите пыль и обязательно проверьте горизонтальность стяжки.

Рис. 64. Схема укладки паркета по бетонной стяжке: 1 – шуруп (саморез); 2 – шпилька (гвоздь); 3 – бетонное перекрытие; 4 – гидроизоляция; 5 – стяжка; 6 – грунт на стяжке; 7 – клей; 8 – водостойкая фанера; 9 – паркетный клей; 10 – паркет; 11 – шпаклевка; 12 – трехслойное покрытие лаком

Прочные бетонные и цементно-песчаные стяжки, имеющие выбоины и трещины, отремонтируйте цементным раствором. Стяжку из литого асфальта дополнительно выровняйте асфальтовой смесью или же наклейте на горячую битумную мастику слой плит ДСП толщиной не более 4 мм.

Если укладка паркета ведется от стены, концы паркетных планок пристенного ряда предварительно обрежьте под углом 45°. Первый ряд паркетных планок уложите строго под углом 45° с отступом от стены на 1,5–2 см.

Укладку паркета на горячую мастику начинайте немедленно после ее нанесения, поскольку после охлаждения на стяжке она затвердеет, и работать с ней станет значительно труднее. Поэтому лучше всего наносить мастику небольшими порциями.

Перед укладкой маячной «елки» в месте ее расположения с помощью двух гвоздей натяните маячный шнур. Если этот шнур натянут правильно, он должен проходить над левым углом «елки» и слегка касаться углов правого ряда (рис. 65).

Рис. 65. Натягивание маячного шнура: а – в центре комнаты; б – вблизи стены: 1 – маячная «елка»; 2 – шнур

Первое звено маячной «елки», состоящее из 5–6 паркетных планок, соберите насухо и только затем уложите на мастику. После этого натяните у стены шнур и подготовьте пристенный ряд паркетных планок. Мастику тщательно перемешайте, налейте тонкой струей вдоль стены, разровняйте слоем толщиной 1–1,5 мм.

Первый собранный насухо ряд паркетных планок перенесите в угол и уложите на мастику так, чтобы пристенные паркетные планки находились на расстоянии 1,5–2,5 см от стены. По окончании укладки первого ряда паркета приступите к последующему настилу, то есть продолжите маячную «елку», укладывая ее точно по шнуру и сплачивая планки паркета ударами паркетного молотка (рис. 66).

Рис. 66. Сплачивание паркетных планок: а – ударами молотка по продольной кромке; б – ударами молотка по торцевой кромке; в – с помощью деревянной прокладки; г – забивка гвоздей в паз планки

Завершив укладку маячного ряда, продолжите настил паркета в указанном порядке.

Маячную «елку» закрепите с обоих концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Паркетные планки должны плотно прилегать одна к другой и к основанию всей своей нижней плоскостью.

Некоторые мастера советуют укладывать паркет таким образом, чтобы каждый последующий ряд находился на ранее уложенном, благодаря этому паркетные планки этого ряда плотнее прижимаются к основанию. Другие, наоборот, рекомендуют не ходить по свежеуложенному покрытию, так как можно нечаянно сдвинуть в сторону ранее уложенные планки или целый ряд.

Для более быстрой укладки паркетные планки лучше всего разложить таким образом: левые должны быть рядом с левой рукой, а правые – с правой.

Между краями паркетного покрытия и стенами оставьте зазор в 15–20 мм. Это расстояние рекомендуется для предотвращения вспучивания паркетного покрытия в случае разбухания паркетных планок при случайном увлажнении. В дальнейшем зазоры закройте плинтусами. После укладки паркета по всему помещению временно закрепите паркетное покрытие с помощью деревянных вкладышей, забиваемых в зазоры, оставленные у продольных стен вдоль крайних «елок» для обеспечения неподвижности паркетного покрытия в период твердения мастики. Вкладыши расположите на расстоянии 50–60 см друг от друга.

После укладки паркет выдержите не менее 3 суток, после чего приступите к циклеванию.

Последовательность укладки паркетного пола на горячей мастике ничем не отличается от описанной выше.

Температура мастики во время укладки паркета должна быть не ниже 160 °C. Горячую мастику нанесите на основание пола участками только для нескольких паркетных планок, чтобы она не успела застыть до укладки паркета. Излишнюю застывшую мастику вырубите и снова разогрейте.

Паркет по асфальту укладывайте с применением маячной рамы, что несколько усложнит процесс настилки, но обеспечит высокое качество работы и экономию асфальтовой массы.

Укладка паркета на клеевых составах

Данный способ укладки паркета практически не отличается от технологии укладки штучного паркета на холодную мастику. Основа пола должна быть ровной, прочной, чистой, сухой и соответствовать стандартам. В бетонной основе не должно быть трещин. Дощатые полы должны быть хорошо прикреплены к основе.

Для лучшей сохранности свежеуложенного паркетного покрытия требуется соблюдать те же условия, что описаны выше.

Нужно стараться следовать следующим правилам:

– распаковку паркетных досок производить непосредственно перед укладкой паркета;

– при приклеивании клей равномерно распределить по поверхности основания шпателем;

– при укладке паркета на клеевой состав не следует покрывать клеем большую площадь, чем та, на которую может быть уложен паркет до высыхания клея;

– если паркет приклеивается к основе, пазы можно и не проклеивать;

– для подбивания паркетных досок необходимо использовать специальные приспособления, изготовленные для данного метода укладки;

– если основа неровная, лучше всего установить груз.

Укладка паркета «плавающим» методом

При укладке паркета этим методом требуется, чтобы паркетный пол не был прикреплен к основанию гвоздями или клеем. Основание пола должно быть достаточно ровным, прочным, чистым и сухим.

На основание рекомендуется укладывать защитный влагонепроницаемый слой, если есть риск появления сырости, например если в качестве основы выступают железобетонное покрытие или бетонный пол, пол над теплой комнатой или же в пол встроены водосточные трубы.

Приклеивание паркета толщиной 7 мм ведите по всей длине паза и торцу доски. Паркетные доски толщиной 10, 14, 20 мм можно приклеивать небольшими участками: по 10 см с «сухими» участками до 50 см. Паз на торце приклеивайте полностью.

В помещении квадратной формы паркетные доски следует укладывать в длину по направлению падающего света, в комнатах прямоугольной формы лучше всего укладывать паркетные доски в длину помещения в зависимости от направления расширения древесины.

Паркет, уложенный квадратным узором, может иметь площадь до 75 м2, а площадь паркета, уложенного «елочкой», не должна превышать 35–40 м2.

Требования к основе «плавающих» полов и полам с подогревом практически те же, что описаны в предыдущем разделе.

Настил паркетных досок

Паркетная доска – это своего рода заменитель натурального паркета. Она представляет собой многослойную деревянную конструкцию (рис. 67), нижний слой которой – это основание из досок недорогих пород древесины, средний – рейки, а верхний – высококачественные породы древесины. Толщина лицевого слоя для разных марок паркета составляет 1–4 мм. Верхний, или лицевой, слой в заводских условиях покрывают лаком или пропитывают особым масляным составом.

Рис. 67. Структура многослойной паркетной доски: 1 – несколько слоев лака; 2 – верхний слой из древесины твердых пород с волокнами вдоль длинной стороны доски; 3 – средний слой из реек, расположенных поперек верхнего слоя; 4 – нижний слой с волокнами вдоль длинной стороны доски

Длинные боковые стороны паркетной доски называются кромками, короткие – торцами. Паркетная доска в реечном нижнем слое на одной кромке и одном торце имеет паз, а с противоположных сторон – гребень. Пазы и гребни необходимы для соединения паркетных досок между собой при настиле покрытия. Размеры пазов и гребней должны быть одинаковыми и обработанными таким образом, чтобы соединения паркетных досок были максимально плотными, а сплошной настил не имел даже малейших перекосов на стыках смежных паркетных досок.

Существует три метода крепления паркетных досок:

– с помощью потайного крепления гвоздями;

– клеевой;

– зажимный.

Метод потайного крепления гвоздями в основном используется для укладки толстых паркетных досок на деревянное основание, покрытое плитами ДСП или фанерой. При укладке первого ряда планок гвозди с потайными шляпками вбейте под углом через шпунт в пол, после чего загоните на место. Когда будете пригонять следующую паркетную доску, эти гвозди будут закрыты.

При потайном креплении гвоздями клей наносите на шиповую вязку в конце планок в том же самом ряду.

При укладке паркета на сплошной пол используйте клеевой метод. Клей ПВА тонким слоем нанесите на пазы в одном ряду планок через каждые 50 см до того, как начнете насаживать их на шпунты предыдущего ряда.

При укладке последнего ряда клей нанесите вдоль всего паза, а также на оконечные шпунтованные вязки.

В некоторых моделях паркетных досок имеются специальные крепежные зажимы, которые вставляются в щель на днище каждой доски для скрепления досок друг с другом. Зажим забейте молотком на место при подкладке первого ряда досок, и он захватит второй ряд. Одновременно с этим нанесите клей на оконечные стыки за исключением последнего ряда досок – там его нанесите вдоль всего шва.

Паркетные доски принято укладывать на деревянные и бетонные основания на лаги (рис. 68), которые крепятся к балкам на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски не прогибались при ходьбе.

Рис. 68. Схема укладки паркета на лаги: 1 – шпилька (гвоздь); 2 – шуруп (саморез); 3 – бетонное перекрытие; 4 – лаги; 5, 7 – водостойкая фанера; 6 – клей; 8 – паркетный клей; 9 – паркет; 10 – шпаклевка; 11 – трехслойное покрытие лаком

Паркетные доски укладывайте по грунту на лаги шириной 100 мм и толщиной от 40 до 60 мм в зависимости от расстояния между осями столбиков, устраиваемых на подстилающем слое. Столбики делайте из обыкновенного глиняного кирпича марки 75 и выше на цементном растворе или из бетона не ниже марки 75.

Существует несколько вариантов устройства паркетных полов по железобетонному перекрытию:

– по лагам на звукоизоляционных прокладках;

– по лагам, втопленным в песчаный слой;

– по звукоизоляционной прокладке без лаг;

– на песчаном слое без лаг.

Лаги выравнивайте на звукоизоляционной прокладке в виде ленты по всей длине, подбивая под прокладку (но не под лагу) выравнивающий слой песка.

Укладка паркетной доски на перекрытиях требует систематической проверки жесткости пола, причем любую обнаруженную зыбкость немедленно устраняйте путем подбивки песка под звукоизоляционные прокладки.

Запрещается выравнивать лаги с помощью подбивки под них деревянных клиньев. Для предотвращения смещения выверенных лаг лучше всего временно расшивать их досками.

Паркетные доски прибивайте к лагам гвоздями длиной 50–60 мм, наклонно в основание нижней части паза на кромках паркетных досок с втапливанием шляпок добойником. Для предотвращения порчи материала запрещается забивать гвозди в лицевую поверхность паркетных досок.

Торцевые стыки паркета принято располагать только на лагах, причем одну из досок нужно прикрепить гвоздями к лагам в паз.

В зазоры между стеной и полом обязательно уложите прокладки из ДВП или другого звукоизоляционного материала.

Наборный паркет

Наборный, или мозаичный, паркет представляет собой заменитель натурального паркета в виде отдельных паркетных ковриков квадратной формы, прямоугольные планки которых (для их изготовления используются древесина твердых пород) наклеены лицевой частью на бумагу, защищающую планки от механических повреждений. Эта бумага снимается после укладки паркета на основание.

По своим физико-механическим свойствам наборный паркет практически не отличается от штучного. Однако он прост в изготовлении и стоит значительно дешевле.

К недостаткам наборного паркета относится значительная трудоемкость в процессе укладки.

В зависимости от фиксации паркетных планок наборный паркет делят на два вида:

– паркетные планки П-1, наклеенные лицевой стороной на бумагу, которую снимают вместе с клеевым слоем после настила паркета на основание);

– паркетные планки П-2, наклеенные оборотной стороной на эластичный биостойкий материал, в качестве которого чаще всего выступают битуминизированные ДВП или плиты из резиновой крошки.

Коврики наборного паркета укладывайте на бетонные или деревянные основания с помощью быстротвердеющих мастик на водостойких вяжущих. Толщина прослойки из мастики под паркетом должна быть не менее 1 мм.

Нужно следить за тем, чтобы наклеенные паркетные коврики плотно прилегали друг к другу и располагались строго в одной плоскости. Допустимые уступы не более 1 мм.

Перед настилом наборного паркета на основание нанесите мастику, разровняйте ее шпателем с гребенкой ровным слоем толщиной не менее 1 мм, затем уложите коврики наборного паркета бумагой вверх и тщательно их припрессуйте. Уложенные коврики наборного паркета должны образовывать четкий геометрический рисунок. Затем покрытие оставьте на 24–48 часов для схватывания мастики. По истечении указанного времени бумагу снимите и в случае необходимости зачистите циклей.

При желании покрытие украсьте тонкими рейками из древесины других пород, проложенными между ковриками паркета.

Ламинат

По технологии укладки ламинат делится на два вида – клеевой и замковый.

Панели клеевого ламината соединяются между собой встык и склеиваются с помощью конструкции паз-гребень. При монтаже клей обволакивает стыкуемые элементы панелей, в результате чего получается прочное монолитное покрытие. Этот способ укладки ламината обеспечивает неплохую гидроизоляцию пола.

Панели бесклеевого ламината соединяются друг с другом с помощью замкового механизма. Данный способ соединения панелей имеет преимущества, к которым относятся легкость настила и возможность быстрой замены панели при ее повреждении.

Подготовка пола к укладке ламината

Чтобы продлить срок эксплуатации ламинированного покрытия, правильно отнеситесь к подготовке основания под него. Для укладки ламинированных панелей подойдет только хорошо выровненный пол. Чтобы не тратить много времени и труда на его выравнивание, используйте специальную самовыравнивающуюся смесь.

При выборе покрытия-подложки для ламината следует прислушаться к рекомендациям опытных специалистов.

После того как слой смеси высохнет, настелите на пол влагонепроницаемую пленку, сверху – специальную акустическую подложку, в качестве которой можно использовать вспененный полиэтилен, пробковое или любое другое, лучше всего специально разработанное для укладки ламината, профессиональное покрытие-подложку.

Процесс укладки ламинированных панелей

Укладка ламината производится без его сцепления с основанием пола, поскольку соединяются только торцы панелей. Следовательно, ламинированное покрытие можно назвать «плавающим» полом.

Для данного способа – он называется методом паза и гребня – подходит только специальный клей, в некоторых случаях стыки остаются незаклеенными, то есть применяется бесклеевой способ.

Чтобы стыки между панелями были не так заметны, их следует укладывать по направлению дневного света.

Первый ряд панелей укладывайте пазом к стене, последнюю панель обрежьте, оставив зазор у стены. Длина обрезанной панели должна быть меньше 30 см. Второй ряд начинайте от обрезанной части панели первого ряда. При склеивании панелей клей наносите на всю поверхность торца паза.

После укладки ламината по покрытию не рекомендуется ходить в течение 1–2 суток до полного высыхания клея.

Излишки клея удалите салфеткой, смоченной водой, после чего место шва тщательно вытрите сухой ветошью. При укладке последней панели каждого ряда и всех панелей последнего ряда рекомендуется использовать опорную пяту.

Вдоль всех стен оставьте зазоры не менее 10 мм, которые закройте затем маскирующими плинтусами.

Линолеум

Самым популярным из групп рулонных полимерных материалов для покрытия пола считается линолеум. Существует гипотеза, что название «линолеум» происходит от латинского «оleum lini», что означает «льняное масло». Именно этот компонент использовался сначала при производстве линолеума. С течением времени изменились не только технологии производства линолеума, но и составляющие его материалы.

Теперь в качестве связующих применяются различные (как синтетические, так и натуральные) материалы. В зависимости от того, какой вид связующего применяется при производстве, линолеум можно разделить на следующие виды:

– поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове;

– на тканевой подоснове;

– без подосновы;

– алкидный линолеум;

– резиновый релин. Каждый из них требует особенного способа укладки, клея и мастики.

Однако в любом случае при укладочных работах следует соблюдать некоторые правила.

«Отцом» линолеума считается англичанин Ф. Уолтон, запатентовавший свое изобретение в 1860 году.

Подготовка поверхности

Помещение, где вы планируете настелить линолеум, должно отвечать следующим температурно-влажностным критериям:

– температура воздуха на уровне пола должна составлять не менее 15 °C;

– влажность по массе для бетона панелей междуэтажных перекрытий должна быть не более 4 %, для стяжек на основе цементного вяжущего – не более 5 %, гипсового – не более 3 %, для стяжек из ДСП – не более 12 %.

Соблюдение перечисленных выше требований очень важно, поскольку повышенная влажность основания часто вызывает загнивание и разрушение подосновы линолеума, а также его отслоение.

Поверхность основания должна быть ровной, без перепадов и открытых швов в стыках панелей.

Если в стенах отсутствуют закладные детали для крепления плинтусов, заранее установите в них деревянные пробки, для чего просверлите отверстия диаметром 15 мм, глубиной 30–45 мм на расстоянии 800—1100 мм друг от друга на уровне 20 мм от отметки чистого пола. В эти отверстия забейте деревянные пробки и обрежьте их по плоскости стены.

Очищенное и высушенное основание прогрунтуйте с помощью раствора, полученного в результате смешивания в воде дисперсионного клея и мастики.

В качестве грунтовок нужно использовать те же вещества, которые входят в состав клеев и мастик, предназначенных для приклеивания линолеума. Грунтовку лучше всего нанести на основание валиком; нужно следить за тем, чтобы на основании не образовывались лужи.

К настилу линолеума следует приступать только в последнюю очередь: после оклеивания стен обоями, окрашивания потолка и пр.

Перед раскаткой линолеум выдержите в рулонах в помещении при температуре не менее 15 °C в течение 2–3 суток. Затем линолеум раскатайте по подготовленному основанию и выдерживайте так до тех пор, пока материал не приобретет ровную поверхность. Чаще всего на это уходит не менее 2 суток.

Использование клеев и мастик при настиле линолеума

Каждому типу линолеума подходит только определенный вид клея или мастики:

– для линолеума на теплоизолирующей подоснове – дисперсионные клеи;

– для линолеума на тканевой подоснове – специальная мастика, битумно-синтетический и дисперсионный клей;

– для безосновного линолеума – мастики на основе синтетических смол и каучуков.

Необходимо знать, что клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков запрещено наносить металлическими шпателями вследствие их высоких огне– и взрывоопасности.

Технология нанесения клеев и мастик и способы приклеивания линолеума к основанию также зависят от используемого клеевого состава или мастики. Дисперсионные клеи и мастики наносите зубчатым шпателем слоем толщиной 0,6–0,7 мм, битумные мастики – слоем 0,4–0,5 мм, клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков – слоем 0,3–0,4 мм.

На дисперсионные клеи и мастики линолеум укладывайте сразу после их нанесения на основание, а на клеи и мастики на основе битумов – через 15–20 минут.

Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков выдержите для улетучивания излишка растворителя, после чего на тыльную сторону безосновного линолеума шпателем или кистью нанесите клей слоем 0,2–0,3 мм.

Через 10–15 минут наклейте линолеум на подготовленное основание.

Прирезку кромок стыкуемых полотнищ линолеума можно производить вручную с помощью специальных ножей одним разрезом через оба полотнища.

После удаления обрезков линолеума кромки полотнищ приклейте к основанию так же, как полотнища.

Метод холодной сварки в домашних условиях

Сварку стыков полотнищ линолеума вы можете производить двумя способами – горячим, то есть инфракрасными лучами и горячим воздухом, и холодным.

Первый метод сварки в основном применяют на производстве, а в домашних условиях – только холодную сварку. Холодная сварка заключается в нанесении на торцы стыкуемых кромок полотнищ специального состава, обеспечивающего прочное клеевое соединение. Данный метод сварки выполняется после прирезки стыков.

Последовательность проведения работ при холодной сварке

Состыкуйте полотнища линолеума и тщательно очистите шов от пыли. Затем наденьте перчатки и наклейте на края полотнищ (по стыку) широкий односторонний скотч. Аккуратно прорежьте лезвием скотч над местом стыка полотен линолеума.

После этого аккуратно нанесите специальный клей из тюбика (рис. 69). На его наконечнике есть иголочка – направляющая, по которой выходит клей. Под наконечником держите ватный тампон, чтобы излишки клея капали на него, а не на линолеум. Высота полоски клея (выступающая над поверхностью линолеума часть) должна быть не более 4 мм. Через 5-10 минут удалите скотч.

Рис. 69. Холодная сварка линолеума: а – состыковка полотнищ; б – наклеивание скотча; в – прорезание скотча; г – нанесение клея

Если клей случайно попал на линолеум, не вытирайте его сразу. Лучше подождите, пока клей высохнет, а потом удалите его острым ножом.

Способы настила линолеума

Линолеум принято настилать двумя методами – с изгибом на стену и без изгиба на стену. И тот, и другой способ позволяет получить аккуратное покрытие при условии соблюдения всех требований.

Настил линолеума с изгибом

С помощью линейки и простого карандаша начертите линию, до которой будет доходить изгиб. От линолеума отмерьте полоску нужной длины, отрежьте ее и положите на место настила. Клей или мастику нанесите на стену зубчатым шпателем шириной от пола до линии на стене.

Затем полоску материала плотно прижмите к промазанному клеем участку, проглаживая поверхность, чтобы убрать пузыри воздуха. Если все правила соблюдены, должен получиться правильный изгиб.

Намного труднее работать с внутренними углами. Излишек материала нужно согнуть, после чего разрезать его по середине изгиба, начиная на расстоянии примерно 5 мм от пола.

Далее прижмите лист к углу, сделав предварительно разрез под углом 45°. Излишек материала отрежьте и сформуйте в виде желоба. Затем выполните холодную сварку стыков.

При работе с наружными углами обогните линолеумом угол, отрезав материал под углом примерно 45°, чтобы и на обеих сторонах материала оставалось равное количество линолеума.

Аккуратно вырежьте треугольную перекрывающую часть и сделайте желоб на половину толщины линолеума с помощью ручной рустовки.

Перекрывающую часть приставьте к углу, выбрав паз таким образом, чтобы он подошел к нижнему краю. Стыки склейте способом холодной сварки, плотно прижав их.

Настил линолеума без изгиба

Сначала отмерьте и отрежьте полоску нужной длины так, чтобы она загибалась на стену, около 5 см с каждой стороны, затем придвиньте ее к стене, от которой ведется работа, позволяя изгибу материала лежать на противоположных стенах.

Скрайбер, или, как его называют в народе, чертилку выдвиньте на 10 мм больше расстояния от стены до края линолеума и начертите линию, затем обрежьте материал по линии крючкообразным ножом.

Линолеум плотно прижмите к стене и начертите карандашом линию вдоль края покрытия с противоположной от стены стороны. Затем отметьте карандашом пересекающую линию на нижнем слое и на покрытии рядом с краем у стены.

Полотно линолеума аккуратно передвиньте вдоль прочерченной линии назад так, чтобы оно располагалось у стены без изгиба. На скрайбере установите расстояние между опорой и иголкой таким образом, чтобы оно равнялось расстоянию между отмеченными пересекающими линиями на нижнем основании и самом линолеуме.

Скрайбером отметьте линию поперек полотнища линолеума у стены и обрежьте его по линии. То же самое сделайте и с противоположной стороны.

Убедившись, что полотно линолеума идеально подходит к помещению, тщательно очистите основание и настелите на него полосу линолеума. После этого приклейте его обычным способом.

Установка плинтусов

После проклейки стыков линолеума установите плинтусы. Деревянные плинтусы прикрепите к пробкам в стенах гвоздями диаметром 2,5 мм и длиной 35–40 мм или же шурупами диаметром 3 мм и длиной 25 мм.

Поливинилхлоридные плинтусы приклейте к стенам специальным клеем.

Ковролин

Ковролин довольно часто путают с ковром. Последний, однако, имеет определенный размер, в то время как ковролин, наряду с линолеумом и ламинатом, представляет собой напольное покрытие.

Ковровое покрытие имеет следующие преимущества:

– комфорт при ходьбе;

– долговечность;

– простота в применении;

– отличная теплоизоляция;

– шумоизоляция и звукопоглощение.

Срок службы коврового покрытия составляет не менее 10 лет, а при условии правильной его эксплуатации оно может прослужить гораздо дольше.

Характеристики коврового покрытия

Основной характеристикой коврового материала является состав пряжи, используемой при его изготовлении. Ковролин производят из натуральных и синтетических нитей.

Натуральное ковровое покрытие

Все натуральные волокна, в зависимости от происхождения, бывают растительными и животными. К волокнам первой группы относятся хлопок, лен, сизаль, ко второй группе – овечья, козья, кроличья и верблюжья шерсть.

Основные преимущества ковролина, изготовленного из шерстяной пряжи:

– упругость;

– эластичность;

– невысокая влагопроницаемость;

– низкая воспламеняемость;

– простота уборки. Довольно легко отличить натуральный ковролин от искусственного: нужно только поднести к нему спичку. Нити шерстяного ковролина начинают тлеть, а искусственного – плавиться.

Натуральным считается ковролин, в составе которого присутствует не менее 10 % шерсти.

Шерстяной ковролин имеет один недостаток – невысокую износоустойчивость.

В процессе производства ковролина натуральную шерсть обрабатывают специальными средствами против моли.

Синтетическое ковровое покрытие

Синтетические волокна получают в процессе химической переработки.

К синтетическим волокнам, используемым в процессе изготовления ковролина, относятся следующие:

– нейлон;

– полиэстер;

– олефин, или полипропилен;

– полиакрил. С течением времени нейлоновые волокна практически не меняются: они мягкие, прекрасно держат ворс, не выцветают, легко очищаются, на них почти не видно вмятин от мебели. Вообще специалисты утверждают, что нейлоновый ковролин является наиболее качественным в группе синтетических покрытий.

Нейлоновый ковролин отличается сильной устойчивостью к растяжению, сгибанию, скручиванию, а также к истиранию. Это качество у нейлонового материала намного выше, чем у натурального.

Недостаток нейлонового ковролина – свойство накапливать статический заряд электричества, однако и его можно свести к минимуму за счет обработки материала специальными растворами.

Достоинства полиэстера:

– долгое сохранение цвета;

– высокая механическая устойчивость;

– устойчивость к бактериям и грибкам;

– низкая воспламеняемость.

Отрицательные свойства полиэстера:

– срок службы 6–8 лет;

– синтетический блеск.

Отрицательным свойством олефинового ковролина является его высокая ломкость

Возгораемость полиамида приблизительно равна возгораемости шерсти, а следовательно, этот материал имеет высокие показатели. Достоинства олефинового ковролина:

– высокие декоративные качества;

– возможность использования в помещениях на открытом воздухе, например в беседках или на террасах, поскольку входящий в состав покрытия полипропилен практически не подвержен действию ультрафиолетовых лучей;

– высокая влагостойкость.

Полиакриловые волокна на ощупь напоминают шерсть, их довольно легко окрашивать. В качестве волокон для самостоятельного покрытия они не используются вследствие высокой ломкости этого материала.

В основном полиакрил применяют как добавку к другим волокнам.

Классификация ковровых покрытий по типу ворса

По типу ворса ковровые покрытия классифицируются следующим образом:

– коротковорсовый, с длиной ворса 2–3 мм;

– средневорсовый, с длиной ворса 5–8 мм;

– высоковорсовый, с длиной ворса от 8 мм и выше.

Скролл, или многоуровневый петлевой ворс, представляет собой смесь стриженых и нестриженых петель. Кроме петель, в данном покрытии присутствуют и одинарные волокна, придающие покрытию изысканный вид.

Данный вид ворса используется для настила пола в гостиной, жилых комнатах, а также в коридорах.

Принт – наиболее распространенное покрытие, используемое преимущественно в детских комнатах. Данный тип покрытия отличается необычными рисунками и орнаментом.

Велюр, или одноуровневый разрезной ворс, – один из самых простых в уходе видов покрытия. Он представляет собой сплошную срезанную массу волокон. Верхняя часть ворсинок распушена настолько, что поверхность покрытия становится однородной и приобретает приятный тактильный эффект.

Ковровое покрытие с подобным типом ворса предназначено для спален, гостиных, детских комнат.

Фризе – ковровое покрытие с высоким ворсом, закрученным способом термообработки. В продаже встречаются фризе различных вариантов. Самые распространенные – с разрезным ворсом, а также двухфактурный из волокон различной толщины, или петлевой, характеризующийся повышенной устойчивостью к сминанию.

В продажу поступают одноуровневые и многоуровневые петлевые покрытия, причем петли в последних бывают разной высоты, что позволяет создать объемный рисунок поверхности. Такое покрытие, конечно, выглядит очень декоративно, но в плане уборки оно довольно неудобно.

Цвет ковролина

При покупке коврового покрытия очень важно учитывать его цвет, поскольку он будет оказывать влияние на интерьер помещения.

Не секрет, что оттенок напольного покрытия может изменить вид помещения. Комната, в которой в основном используется искусственное освещение, станет визуально светлее и теплее, если в ней будет настелен ковролин нежно-желтого, абрикосового или бежевого цветов.

Наоборот, в комнате с естественным освещением, в которой имеется большое количество окон, будет прекрасно смотреться ковролин холодных оттенков – голубого и зеленого.

Укладка ковролина

Ковровое покрытие рекомендуется укладывать на основание, выровненное с помощью плит оргалита или фанеры.

Существует три способа укладывания ковролина:

– без приклеивания к полу;

– путем приклеивания к полу;

– путем фиксации двусторонним скотчем.

Укладка ковролина без приклеивания к полу

Данный способ в основном используется при настиле в небольшом помещении. В этом случае рекомендуется использовать цельный кусок ковролина.

Для укладки материала вам потребуются специальные инструменты – профессиональный нож для разрезания ковров и шаблон для обрезания кромок. Также имеет смысл запастись достаточным количеством двустороннего скотча.

Разверните ковролин так, чтобы он выступал над плинтусом на 5-10 см, затем прокатите по нему валиком во всех направлениях, начиная с середины. Ножом вырежьте углы покрытия в форме буквы «V» и обрежьте ковролин вдоль плинтусов.

Укладка ковролина путем приклеивания без соединения

Ковролин укладывайте насухо так же, как и предыдущим способом, стараясь, чтобы он выступал над плинтусом на 5—10 см. После прокатки валиком острым ножом вырежьте углы покрытия в форме латинской буквы «V», после чего обрежьте покрытие вдоль плинтусов.

Одну часть ковролина отогните к середине и нанесите клей или мастику на основание. Через несколько минут отогнутое полотнище опустите, тщательно прикатайте валиком. Точно так же поступите и со второй половинкой ковролина.

Для утепления пола под полотно коврового покрытия можно положить специальную подложку. Слой дополнительной прокладки не должен превышать 0,5 мм.

При наклеивании ковролина с основой из натурального джута следует проявлять максимальную осторожность: избыток клея, пройдя через натуральную основу, может безвозвратно испортить ворс.

Укладка ковролина на двусторонний скотч

В помещениях площадью менее 20 м2 используется метод свободного расстилания ковролина, заключающийся в закреплении покрытия по периметру и вдоль стыков двусторонней клейкой лентой (рис. 70).

В помещениях большой площади, в особенности в местах повышенных нагрузок, ковролин следует приклеивать по всей поверхности.

Тщательно отмеренный и отрезанный кусок ковролина с небольшим допуском разложите на полу и тщательно разгладьте валиками от середины к стенам.

Рис. 70. Укладка ковролина на двусторонний скотч: а – раскладка коврового покрытия и подготовка мест стыка; б – стыковка кусков ковролина; в – заделывание края покрытия под плинтус

Шаблон для обрезания кромки придвиньте к стене, прижмите к ковролину и обрежьте ножом по его верхней кромке.

После этого по периметру пола и на стыках ковролина зафиксируйте двусторонний скотч, не снимая защитную пленку. Затем придвиньте к стене кусок ковролина, осторожно удалите со скотча защитную пленку и прижмите к ней ковролин.

Лучше всего использовать цельный кусок полотна, не делая стыковочного шва посередине. Однако если этого избежать не удается, можно поступить следующим образом: стыкуемые полотнища ковролина положите строго параллельно. При этом нужно следить за совпадением рисунка или, при его отсутствии, узора. Полотнища уложите внахлест на 5—10 см. В месте соединения полотнища прижмите шаблоном и одновременно разрежьте оба куска.

Удалив обрезки и отогнув кромки стыкуемых полотен ковролина, зафиксируйте скотч на полу. Обрезанные и подогнанные куски прижмите друг к другу, а затем к скотчу на полу. После настила ковролина уберите его края под плинтус.

Топлинг

Сравнительно недавно в продаже стали встречаться новые рулонные покрытия. Среди них особой популярностью пользуется топлинг – покрытие, изготовленное из вспененного винила, внешне имеющее схожие черты с линолеумом. Технология его производства была разработана югославскими учеными, в настоящее время этот материал стали производить и другие страны, в том числе и Россия.

Топлинг изготавливают только из экологически чистых материалов, он износоустойчив и благодаря этому превосходит в несколько раз многие виды линолеума. По этому поводу специалисты шутят, что, прежде чем это покрытие выйдет из строя, оно перестанет быть модным.

Несмотря на кажущееся сходство с линолеумом, топлинг сильно отличается от него: он всегда теплый. По нему комфортно ходить, даже если помещение недостаточно обогревается.

Топлинг абсолютно антистатичен, ходьба по нему сопровождается только положительными эмоциями, например при прикосновении к радиатору парового отопления электрическая искра исключена. И, наконец, топлинг отличается превосходными звуко– и теплоизоляционными характеристиками.

Этот материал поступает в продажу в рулонах шириной 2, 3 и 4 м, благодаря чему вы сможете без труда выбрать для помещения покрытие такого размера, чтобы при настиле использовать только цельный кусок.

Топлинг выпускается с многочисленными рисунками, из которых наиболее популярными являются «паркет», «мрамор» и «керамическая плитка».

Настил топлинга

Топлинг можно стелить непосредственно на бетонное основание, единственное условие – оно должно быть тщательно вымыто и просушено.

Как и любое другое напольное покрытие, топлинг принято настилать по завершении всех остальных отделочных работ и только на выровненную поверхность. При наклеивании топлинга цельным куском чаще всего практикуется его частичное приклеивание по периметру комнаты специальным клеем. Сам процесс настила топлинга практически не отличается от укладки линолеума.

Облицовочные работы

Плитка – один из наиболее популярных отделочных материалов, удерживающий лидирующие позиции уже на протяжении нескольких сотен лет.

Плитка находила широкое применение при строительстве храмовых сооружений: обожженная глина служила эффектным украшением фасада и внутренней части многих христианских и мусульманских храмов.

Еще в Древнем Риме ею выкладывали стены бассейнов и использовали для создания мозаичных панно в дворцовых залах и парадных комнатах частных вилл.

Плитка – это очень практичный (он защищает поверхность от воздействия влаги, химических веществ и огня), гигиеничный (легко моется) и эстетичный материал (придает помещению оригинальность, помогает достичь потрясающего декоративного эффекта).

Сегодня ведущие мировые производители, получившие известность несколько десятков и даже сотен лет назад, наряду с классической керамикой, предлагают новые плиточные покрытия – такие, как глазурованный клинкер, коврово-мозаичная плитка, декоративный искусственный камень, керамический гранит, кварцвиниловая плитка, поливинилхлоридная плитка и др.

Несмотря на появление все новых и новых отделочных материалов, плитка остается на пике популярности. Во многом это объясняется улучшением показателей ее качества и совершенствованием производственных технологий.

Необходимо сказать, что облицовка плиткой является своего рода искусством, требующим от мастера не только точного следования технологии, но и терпения, отличного глазомера и дизайнерского чутья.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступать к облицовочным работам, приобретите необходимые материалы и инструменты.

Инструменты

Для облицовочных работ вам понадобятся следующие инструменты (рис. 71):

Рис. 71. Инструменты для облицовочных работ: 1 – маленький топорик; 2 – рулетка; 3 – металлический угольник; 4 – молоток; 5 – строительный уровень; 6 – гибкий уровень

Рис. 71 (Продолжение). Инструменты для облицовочных работ: 7 – отвес; 8 – емкость для раствора; 9 – малярная кисть; 10 – рычажный плиткорез; 11 – стеклорез; 12 – щипцы; 13 – кусачки; 14 – точильный брусок; 15 – рашпиль; 16 – кельма; 17 – стальной штырек; 18 – деревянный брусок; 19 – резиновый шпатель

Рис. 71 (Продолжение). Инструменты для облицовочных работ: 20 – деревянный клин; 21 – хлопушка; 22 – вертикальная подвеска с согнутой пластиной; 23 – ножовка по металлу; 24 – ножовка

– гибкий уровень для проверки, перенесения и закрепления горизонтальных отметок;

– двухметровая деревянная рейка для определения неровностей поверхности под облицовку;

– шнур для закрепления горизонтальной провески. В качестве шнура можно использовать рыболовную леску: она не вытягивается, не деформируется, легко очищается от раствора;

– емкость для раствора. Можно взять обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются;

– плиткорез или обычный алмазный стеклорез;

– рулетка для измерения разметки;

– топорик для нанесения насечек (его можно заменить небольшим молотком);

– строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;

– металлический угольник для проверки прямых углов;

– лопатка для нанесения и разравнивания раствора;

– стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самому. Для этого потребуется проволока толщиной 1,5–2 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготовьте детали п-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет два штырька. Если же нет времени подготавливать детали, воспользуйтесь гвоздями такого же размера;

– деревянный брусок;

– резиновый шпатель;

– чистая ветошь;

– емкости для цементного молока и воды;

– гвозди размером 3 х 50 мм, 3 х 60 мм для установки провесов и шнуров.

Научиться класть плитку может каждый, однако уметь делать это качественно и достаточно быстро – привилегия профессионалов. И, тем не менее, освоив секреты и маленькие хитрости плиточной кладки, даже начинающий облицовщик может превратиться в настоящего мастера.

Для того чтобы работы по облицовке были выполнены наиболее качественно, необходимы следующие инструменты:

– мастерок для нанесения цементного раствора;

– металлическая линейка для замера плитки;

– шаблон для сортировки плитки;

– рычажный плиткорез для резки плитки;

– стеклорез для резки глянцевой плитки;

– точильный камень и электрическое точило с корундом средней зернистости;

– измерительные инструменты (водяной и строительный уровень, отвес, угольник);

– ящик для приготовления раствора;

– металлическая щетка для очистки поверхностей;

– кисть для смачивания плитки водой;

– зубило, молоток, кусачки.

Все перечисленные инструменты используются по прямому назначению и не вызывают затруднений при применении.

Облицовочные плитки изготавливаются из различных материалов: керамики, стекла, природного камня, гипса, дерева и полимеров; соответственно этому различным будет сочетание характеристик плиток и область их применения.

Помимо основных рабочих инструментов, для плиточных работ могут понадобиться:

– деревянные рейки для закрепления нижнего ряда уложенной плитки;

– фанера для изготовления шаблонов;

– деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики;

– хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;

– щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;

– ножовка по металлу;

– ручная или электродрель и рубанок для раскроя гипсовой декоративной плитки;

– стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые пластины;

– дюбеля или шурупы;

– пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки.

Растворы для облицовочных работ

Для облицовочных работ используются следующие материалы: цементно-песчаный раствор, клеи и заполнители для швов.

Цементно-песчаный раствор

Этот раствор применяется для устранения неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамической, стеклянной и гипсовой плитки, карт ковровой мозаики, плит из природного камня, а также для заделки швов.

В состав цементно-песчаного раствора входят портландцемент, строительный песок и вода.

Мастики

Мастики – это пластичные смеси, получаемые из органических или синтетических связующих, минеральных или пылевидных наполнителей и различных добавок, улучшающих качество раствора.

Мастики, используемые для облицовочных работ, делятся на две большие группы: мастики, которые готовят на рабочем месте, непосредственно перед началом облицовки, и мастики заводского приготовления, которые продаются в готовом виде.

В качестве связующих в таких мастиках используют битумы и полимеры (по отдельности либо одновременно). Таким образом, различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики.

Битумы представляют собой твердые либо вязкопластичные вещества черного цвета. По назначению они подразделяются на строительные, кровельные и дорожные.

Для приготовления битумных мастик предпочтение отдается строительным нефтяным битумам марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10. Первое число в маркировке обозначает температуру размягчения, то есть температуру, до которой необходимо разогреть битум для использования его в приготовлении битумных мастик.

На основе казеинового клея готовят казеиновую и казеиново-цементную мастики. Для этой цели выпускаются три марки клея: «Обыкновенный» (ОБ), «Особый» (В-105) и «Экстра» (В-107). Казеиновый клей представляет собой порошок серого цвета, однородный по составу, со специфическим запахом.

Все свои основные физические свойства, а именно гидрофобность (несмачиваемость водой), водостойкость, морозостойкость и пластичность (при положительной температуре), битумы передают мастикам, изготовленным на их основе.

На основе гипсового вяжущего готовят гипсовую мастику (гипсовый раствор). Гипсовые вяжущие представляют собой порошкообразную массу белого цвета. По степени помола различают гипсовые вяжущие грубого, среднего и тонкого помола. При изготовлении гипсовой мастики для производства облицовочных работ используются гипсовые вяжущие всех марок, но обязательно тонкого помола. Степень помола можно определить по прохождению гипсовых вяжущих через сито с размером ячеек 0,2 х 0,2 мм: тонкий помол практически не дает остатка на сите.

Гипсовые вяжущие очень гигроскопичны, поэтому во избежание спекания их следует хранить в месте, недоступном для влаги.

Полимеры, используемые при приготовлении полимерных мастик для облицовочных работ, условно можно разделить на термопластичные (дисперсия ПВА, инден-кумароновые полимеры), термореактивные (эпоксидные полимеры) и органические (масляные лаки, смолы, олифы).

В качестве наполнителя при приготовлении мастик используется портландцемент марок 400 и 500, асбест, тальк и известняковая мука. Добавками, улучшающими качество мастик, могут служить резиновая крошка, резиновый клей, кумароновая смола, канифоль, скипидар.

Укладку плитки можно осуществлять сразу после нанесения мастики, она легко разбавляется водой и быстро схватывается. Однако времени на исправление погрешностей при укладке плитки практически нет, поскольку мастика быстро твердеет. Выпускается также набор компонентов, которые необходимо смешивать непосредственно в ходе укладки плитки.

Взвесив все преимущества и недостатки каждой мастики, вы сможете выбрать наиболее подходящую.

Для заделки швов можно использовать как растворы, так и мастики. Что касается готовой продукции, производители стройматериалов предлагают для этой цели специальную затирку для швов.

Клеи

Все клеи, используемые при облицовочных работах, – синтетические, промышленного производства – продаются в готовом виде. Клеи 88 и 88Н лучше всего применять в тех местах, где требуется наибольшая прочность приклеивания (например, при установке плинтусов).

Виды плитки

Плитка является одним из самых многофункциональных облицовочных материалов. Это разноформатные пластины сравнительно небольшой толщины, выполненные из различного материала – керамики, природного камня, стекла и др.

Стеклянная плитка

Это облицовочный материал, изготавливаемый из отходов стеклопроизводства по особой технологии с использованием различных добавок.

Стеклянная плитка находит широкое применение при выполнении наружной и внутренней отделки стен зданий, ее используют для создания декоративных панно, карт ковровой мозаики, прекрасно вписывающейся в интерьер перегородок (в этом случае берут стеклянные плитки толщиной до 40 мм).

Существует несколько разновидностей облицовочных плиток из стекла:

– эмалированные стеклянные плитки;

– стеклодекор;

– стеклянные плитки и плиты «Стемалит»;

– стеклянные плитки и плиты «Марблит»;

– стеклосодержащие специальные облицовочные плитки «Пенодекор»;

– карты ковровой мозаики.

Стеклянные плитки внешне несколько проигрывают керамическим, но по основным характеристикам ни в чем им не уступают: они прочны, морозостойки, водонепроницаемы, огнеупорны, обладают повышенной твердостью, гигиеничны.

Эмалированные стеклянные плитки

Предназначены для отделки стен в кухне, ванной комнате, туалете и душевой. Эти плитки выпускаются следующих размеров: 100 х 100, 75 х 150 и 150 х 150 мм, толщиной 3–9 мм. Благодаря титановой эмали, используемой в производстве, плитки светонепроницаемы и имеют насыщенный цвет.

Стеклодекор

Облицовочный материал, находящий широкое применение при создании декоративных панно, мозаик, а также для декоративной отделки стен. Выпускается в виде разноцветных (белых, голубых, синих, зеленых, бежевых) плиток размерами 65 х 65 и 100 х 100 мм, толщиной 4 мм.

«Стемалит»

Облицовочный материал для наружной и внутренней отделки стен, устройства интерьерных перегородок и легких навесных панелей. Имеет вид плоских стеклянных плиток и плит, покрытых с одной стороны эмалью.

«Стемалит» выпускается размерами 400 х 900 мм и более. Лицевая сторона изделий может быть узорчато-кованой или гладко-полированной.

Технология производства плиток и плит «Стемалит» предусматривает термическую обработку изделий, придающую стеклу прочность и обеспечивающую лучшее сцепление эмали со стеклянной поверхностью.

«Марблит»

Облицовочный материал, используемый для внутренней отделки помещений. Имеет вид плиток и плит из стекла размерами 100 х 100 мм и более, толщиной 5—10 мм. С лицевой стороны изделия гладко-полированные или узорчато-кованые, с тыльной – рифленые.

«Пенодекор»

Облицовочный материал, предназначенный для внутренней и наружной отделки, сооружения перегородок (например, при устройстве душевой кабины в ванной комнате). Имеет вид плит размерами от 150 х 150 до 450 х 450 мм, толщиной до 40 мм. С лицевой стороны плиты гладкие, покрыты цветной стекловидной светостойкой пленкой; тыльная сторона – выраженно-шероховатая, благодаря чему обеспечивается лучшее сцепление с раствором. «Пенодекор» характеризуется высокой морозостойкостью.

Карты ковровой мозаики из стеклянных плиток

Это облицовочный материал, технология изготовления которого предусматривает наклеивание на бумажную основу многочисленных мелких плиток. Благодаря использованию костного клея обеспечивается прочность сцепления плиток, а также облегчается удаление бумаги с плитки по окончании работы (следует заметить, что костный клей не оставляет пятен).

Карты ковровой мозаики из стеклянных плиток имеют размер 21 х 21 и 46 х 46 мм. Выпускаются карты различных цветов, с матовой и блестящей поверхностью, гладкой и рифленой лицевой стороной.

У всех стеклянных плиток (исключение составляют плиты «Пенодекор») прочность сцепления с цементно-песчаным раствором невысока, поэтому в качестве клеящего слоя для облицовочных материалов этого типа лучше использовать полимерцементную мастику, а для огрунтовки основания перед работой брать 7 %-ную дисперсию ПВА.

Разновидностью мозаичных покрытий является смальтовая мозаика. Технология ее производства предусматривает набор кусочков стекла (смальты) на гибкие сетки-матрицы размером 300 х 300 мм. Готовые фрагменты поставляются заказчику, уже на месте происходит сбор фрагментов, которые затем монтируются как обыкновенное плиточное покрытие.

Гибкое основание смальтовой мозаики, высокая прочность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям позволяют использовать данное покрытие для отделки любых поверхностей. Как правило, такой мозаикой облицовывают стены и дно бассейнов. Даже под водой кусочки смальты сохраняют свою яркость, а движение воды создает потрясающий эффект оживания мозаичных картин.

Особой популярностью пользуются венецианская и византийская смальтовые мозаики, отличающиеся друг от друга технологией производства. Венецианская мозаика выполняется из литых кусочков стекла, при этом весь процесс автоматизирован, мозаика получается стандартных размеров – от 10 х 10 до 50 х 50 мм. Византийская мозаика делается вручную из колотого стекла и имеет стандартный размер 8 х 8 мм.

Поливинилхлоридная плитка

Это облицовочный материал, изготавливаемый из аморфного поливинилхлорида с добавлением порошкообразного наполнителя (древесной муки, талька) и пластификатора. ПВХ-плит-ка состоит из нескольких слоев: подложки (поливинилхлорид и смола), слоя пленки с рисунком и защитного верхнего слоя из чистого поливинилхлорида или полиуретана. Толщина защитного слоя варьируется в пределах 0,3–1 мм, общая толщина ПВХ-плитки составляет 2–3 мм.

Поливинилхлоридная плитка дешева, хотя по некоторым техническим характеристикам и эстетическим критериям ничуть не уступает плитке из стекла и керамики.

Данный облицовочный материал относится к разряду материалов из термопластичных полимеров, поэтому обладает всеми физико-механическими свойствами пластмасс: имеет небольшую плотность (это значительно улучшает теплозвукоизоляцию покрытия), относительно высокие показатели прочности, износостойкости, гидро– и электроизоляции, отличается водонепроницаемостью и термоустойчивостью.

Выпускается поливинилхлоридная плитка квадратной и трапециевидной формы, размерами 150 х 150, 200 х 200 и 300 х 300 мм, толщиной 1,5, 2 и 2,5 мм. Цветовое решение может быть различным, так же как и рисунок, выпускается даже плитка с рельефной поверхностью.

Плитка из поливинилхлорида находит широкое применение при отделке пола в жилых комнатах и нежилых помещениях (в ванной, на лоджии и балконе), а также в вестибюлях, кухнях и столовых при условии отсутствия в этих помещениях постоянного действия абразивных материалов и агрессивных сред (масел, жиров).

Разновидностью плитки из поливинил-хлорида являются прессованные плитки «Превинил». Они отличаются большими размером (490 х 490 мм) и толщиной (3–5 мм). Для повышения безопасности лицевую сторону таких плиток делают рифленой, тыльную сторону – ребристой. Плитки «Превинил» обычно используются для облицовки пола в общественных зданиях и на лестничных клетках.

Для укладки поливинилхлоридных плиток используются специальные мастики и клеи, для установки погонажных изделий – клей 88 или 88Н.

Следует отметить, что облицовка поливинилхлоридной плиткой – достаточно трудоемкий процесс. Потребуется произвести не только плиточные работы, но и выполнить отделку стыков пола со стенами, дверными и оконными проемами, порогами, стыков ванны со стеной (для обеспечения гидроизоляции в ванной комнате). Данные операции выполняются с помощью специальных погонажных изделий из поливинилхлорида – плинтусов, наличников, порожков, нащельников для ванн.

Полистирольная плитка

Этот облицовочный материал производится из термопластичных полимеров с добавлением наполнителей (мела, талька, гипса). Для получения соответствующего цвета в смесь вносят органические красители, а для устранения прозрачности вводят глушители.

Полистирольная плитка находит широкое применение при облицовке внутренних стен и перегородок. Это достаточно легкий и прочный материал, отличающийся многообразием расцветок, маловосприимчивый к воздействию слабых растворов кислот, щелочей, очищающих и дезинфицирующих средств.

Полистирольная плитка выпускается квадратной формы, размерами 150 х 150, 100 х 100 мм и прямоугольной формы, размером 300 х 100 мм, толщиной 1,25 или 1,35 мм. При этом толщина плитки может колебаться в пределах 0,2 мм, а длина и ширина – 0,5 мм. Производятся также фризовые полистирольные плитки (с ложным швом, сдвоенные) размерами 100 х 20,5 и 150 х 20,5 мм.

Качественная полистирольная плитка должна иметь гладкую, глянцевую или полуматовую поверхность без каких-либо трещин, царапин, выбоин, наплывов и неровностей.

Для лучшего сцепления плитки с клеящей мастикой и обеспечения желаемой жесткости конструкции с тыльной стороны изделия имеется порожек высотой 0,25 мм, а на всю плоскость плитки нанесено рифление квадратной формы.

Пластиковая плитка

Это материал на основе полимеров (винила и др.), используемый в настоящее время в качестве облицовочного для внутренней отделки помещения.

Относится к группе гомогенных покрытий (из-за равномерного распределения компонентов по всей толщине изделия). Характеризуется малой плотностью, высокой прочностью и водонепроницаемостью.

Выпускается пластиковая плитка различных форм и цветов, благодаря чему становится возможным создание поверхностей под дерево или под камень.

Разновидностью пластиковой плитки является кварцвиниловая плитка, получаемая путем прессования при высокой температуре смеси из винила, кварцевого песка и различных добавок (красящих пигментов, пластификаторов и др.).

Кварцвиниловая плитка с корундом обладает высокой износостойкостью, пожаро-безопасностью (выдерживает нагревание до 200 °C), химической стойкостью и хорошими антискользящими свойствами, благодаря чему ее можно использовать для облицовки пола.

Кварцевый песок делает плитку устойчивой к воздействию химических веществ, износо-и термостойкой, а пластификаторы придают изделиям ударопрочность и некоторую гибкость.

Одним из новых облицовочных материалов является виниловая плитка с гранулами корунда и кварцевого песка.

Для повышения износостойкости в поверхностный (защитный) слой такой плитки включены частицы карбида кремния, не уступающие по твердости алмазу.

Кварцвиниловая плитка выпускаются стандартных размеров: 300 х 300 и 600 х 600 мм, толщина варьируется от 1,6 до 4 мм (оптимальный вариант – 2–2,6 мм).

Минеральная плитка

Это облицовочный материал на основе минералов, предназначенный для отделки стен и потолков в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70 %. Характеризуется высокой звукопоглощаемостью, хорошей огнестойкостью.

Минеральная плитка выпускается квадратной формы размерами 300 х 300, 600 х 600 и 900 х 900 мм, толщиной 20 мм и прямоугольной формы облегченной конструкции.

Облицовка потолка минеральной плиткой производится с помощью чернового каркаса, при облицовке стен и перегородок используются декоративные раскладки. Имеющиеся на боковых гранях плиток пазы и выступы облегчают крепление к каркасу и декоративным раскладкам.

Облицовочные плиты из природного камня

Для облицовки используют относительно тонкие (толщиной до 10 мм) плитки (плиты).

Их получают путем распиливания глыб горных и осадочных пород с последующей шлифовкой и полировкой.

Многие века камень использовался лишь как конструкционный материал, и только в Средние века его стали применять при отделке интерьеров.

Облицовочные плиты из природного камня обладают всеми характеристиками, присущими другим облицовочным материалам, а в некоторых случаях превосходят их. Характеристики плит из природного камня зависят от того, из каких горных пород они изготовлены.

Гранит имеет зернисто-кристаллическую структуру и может быть мелко– и крупнозернистым. Мелкозернистый гранит обладает большей сопротивляемостью механическим воздействиям. Гранит малопорист, поэтому для него характерна низкая водопоглощаемость, которая, в свою очередь, придает облицовочным плитам из гранита морозостойкость и долговечность.

Мрамор имеет зернисто-кристаллическую структуру. Он хорошо поддается обработке – относительно легко распиливается, шлифуется и полируется. Мрамор может иметь белую, серую, желтую, розовую, красную и черную окраску с характерными прожилками или без них.

Благодаря влагостойкости мрамор – идеальный материал для облицовки ванной комнаты.

Плиты из природного камня для внутренней облицовки должны быть отшлифованы и отполированы. Укладку плит из природного камня осуществляют на цементно-песчаный раствор или полимерцементную мастику.

Керамическая плитка

Одним из наиболее практичных и удобных облицовочных материалов является керамическая плитка – изделие, изготовленное из смеси глины, кварцевого песка и других природных составляющих и прошедшее обжиг в печи при температуре от 1000 до 1300 °C.

В зависимости от технологии производства все керамические плитки делятся на несколько типов.

Прессованная плитка имеет более ровную поверхность и отличается строгим соответствием установленным размерам. Экструдированная плитка получается необычной геометрической формы, способом экструзии выполняются также готовые облицовочные элементы – ступени, уголки, цоколи.

Прессованная и экструдированная плитка. Для изготовления прессованной плитки используются порошкообразные смеси из глины, песка и различных природных материалов, которые затем уплотняются под прессом.

Экструдированные плитки также производятся из увлажненных, доведенных до тестообразной консистенции порошкообразных смесей, формование которых осуществляется путем прохождения через экструдер – агрегат, работающий по принципу мясорубки.

Глазурованная и неглазурованная плитка. Лицевая поверхность глазурованной плитки покрыта слоем цветного стекла, не только придающего изделиям эстетичный внешний вид, но и делающего их твердыми и водонепроницаемыми.

Неглазурованная плитка характеризуется однородностью состава по всей толщине и однотонностью. Как правило, на ней отсутствуют какие-либо декоративные орнаменты.

Плитка одинарного и двойного обжига. Одинарный обжиг проходят как глазурованные, так и неглазурованные плитки. Такие изделия подходят для внутренней отделки стен, перегородок, колонн и простенков.

Двойному обжигу подвергается только глазурованная плитка. Благодаря этому она приобретает особую прочность, что делает ее незаменимой для облицовки пола и выполнения наружных отделочных работ.

Пористость плитки определяется способностью ее основы впитывать влагу: чем больше пористость, тем выше влагопоглощающая способность изделия и тем ниже его морозостойкость, и наоборот.

Как уже говорилось ранее, все типы керамической плитки несколько отличаются друг от друга технологией производства. Необходимо остановиться на этом подробнее.

Плитка с высокой пористостью не подходит для наружных облицовочных работ – такой материал следует использовать только для отделки внутренних стен и пола в помещениях с умеренной влажностью. Для наружных работ необходимо приобретать плитку с низкой пористостью.

Бикоттура

Бикоттура – глазурованная плитка двойного обжига. Производится из прессованной сырьевой смеси, основным компонентом которой является красная глина. После первого обжига сырьевой смеси получается корпус плитки, он покрывается матовой или глянцевой глазурью и повторно обжигается в печи при высокой температуре.

Бикоттура имеет относительно небольшую толщину и малый вес, является достаточно пористым изделием, что значительно снижает ее прочность.

Как правило, плитка этого вида используется для внутренней отделки жилых помещений. Следует отметить, что глянцевая бикоттура не подходит для облицовки пола из-за несоответствия требованиям безопасности (плитка очень скользкая).

Бикоттура легко выдерживает многократное воздействие моющих средств, в том числе и содержащих едкие вещества.

Майолика

Майолика – глазурованная плитка с ярким рисунком, проходящая двойной обжиг при низкой температуре. Производится из прессованного сырья с добавлением цветной основы, покрывается прозрачной или непрозрачной глазурью, на которую наносится соответствующий орнамент.

Майолика характеризуется высокой прочностью и мягкими формами. Существенный недостаток плитки данного вида – высокопористая основа, что значительно ограничивает область ее применения.

Майолика подходит для внутренней отделки жилых комнат, вестибюлей и кухонь, но в помещениях с высокой влажностью воздуха (например, в ванной комнате) от ее использования придется отказаться.

Фаянс

Фаянс – глазурованная плитка двойного обжига, получаемая путем прессовки сырьевой смеси с последующим нанесением на плотную белую основу прозрачной или непрозрачной глазури. Технология производства фаянса близка к технологии производства фарфора.

Фаянсовые плитки находят широкое применение при облицовке пола и внутренних стен помещений.

Клинкер

Клинкер – неглазурованная или глазурованная (стеклованный клинкер) плитка одинарного обжига. Производится из сырьевой смеси, содержащей различные виды глины, красители и шамот, путем экструзии с последующим обжигом при высокой температуре до полного спекания.

Технология производства и материалы, используемые при изготовлении клинкера, значительно варьируются у разных производителей. Выпускается клинкерная плитка различных размеров, конфигураций и расцветок.

Плитка данного вида характеризуется большой толщиной, высокой механической прочностью, стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ и низкой пористостью. Кроме того, клинкер может выдерживать значительные температурные колебания и негативное воздействие окружающей среды.

Данный материал находит широкое применение при внутренней и внешней облицовке зданий, отделке полов, дна и стен бассейнов (глазурованный клинкер).

Котто

Котто – неглазурованная плитка с разноцветной пористой основой, подвергающаяся сушке и двойному обжигу. Производится способом экструдирования из сырьевой смеси, содержащей глину различных оттенков, – красного, розового, коричневого и желтого.

Благодаря обработке специальными щетками поверхность котто приобретает рельефность, что позволяет использовать такую плитку для создания эффектных имитаций грубой каменной кладки со сколами и трещинами. Иногда по заказу клиентов делают плитки котто с отшлифованными и полированными поверхностями.

Котто обладает высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям, благодаря чему плитка является незаменимой для облицовки фасадов зданий и отделки полов.

Монокоттура

Монокоттура – эмалированная плитка одинарного обжига, получаемая из сырьевой смеси на основе белой глины и других глин с высоким содержанием оксидов железа путем прессовки после предварительной подсушки и формовки основы. Обжиг производится при высокой температуре и только после нанесения на основу плитки эмали.

Разновидностями монокоттуры являются прессованно-эмалированная плитка, получаемая путем нанесения на основу в момент прессования порошкообразной эмали, и плитка с эмалировкой по раскаленному корпусу, получаемая путем нанесения на обжигаемую основу специальных гранулированных эмалей.

Монопороза

Монопороза – глазурованная плитка одинарного обжига, получаемая способом прессовки из смеси глин с высоким содержанием карбонатов. В цветовой гамме преобладают мраморные оттенки, имитирующие натуральный камень.

Монопороза отличается высокой водопоглощающей способностью и сравнительно небольшой прочностью. Как правило, такая плитка используется для проведения внутренних облицовочных работ.

Керамический гранит

Керамический гранит – очень плотная не-глазурованная или глазурованная керамическая плитка одинарного обжига, получаемая путем прессовки из смеси светлых глин двух сортов (содержащих иллит и каолинит), кварцевого песка, полевого шпата и минеральных красителей.

Обжиг сырья происходит при температуре 1200–1300 °C, в результате чего сырьевая масса спекается в непористый монолит, отличающийся высокой механической прочностью и стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ (кислот и щелочей).

Главное отличие керамогранита от обычной керамической плитки – одинаковая фактура и окраска по всей толщине плитки. Керамический гранит может иметь любой цвет, нередко этот материал обращает на себя внимание яркостью, красотой и насыщенностью красок.

По фактуре поверхности различают керамогранит полированный, полуполированный и неполированный (матовый), сатинированный (лощеный), структурированный, ректифицированный и глазурованный.

Матовый керамогранит имеет фактуру, полученную при обжиге, он не подвергается дополнительной обработке. Поверхность такого материала не блестит, отличается повышенной твердостью.

Полуполированный и полированный керамогранит получаются в результате обработки абразивными материалами, что, однако, негативно отражается на их свойствах – они становятся менее износостойкими и более прихотливыми при уходе (необходимо обрабатывать плитки специальными мастиками, создающими на поверхности дополнительный защитный слой).

Производство сатинированного керамогранита предусматривает нанесение на поверхность плитки перед обжигом слоя минеральных солей, благодаря чему изделие приобретает мягкий блеск. При этом основные эксплуатационные характеристики плитки остаются практически неизменными.

Структурированный керамогранит получают с помощью фигурных пресс-форм. Благодаря технологическим особенностям готовый материал может имитировать различную фактуру.

Производятся также декоративные и функциональные элементы для плит керамогранита – бордюры, плинтусы, розетки, карнизы, столешницы, угловые, соединительные и фронтальные детали для лестниц, орнаментальные вставки и т. п.

Глазурованный керамогранит получается путем нанесения на основу эмали с последующим обжигом изделия в печи. Глазуровка используется в том случае, когда необходимо удешевить процесс создания максимально достоверной имитации мрамора, дерева, травертина или природных сланцев.

Керамогранит имеет низкую водопоглощающую способность, морозостоек (переносит понижение температуры до -50 °C), выдерживает различные атмосферные воздействия и не выцветает со временем. Однако при перевозке и укладке этот материал требует особой осторожности.

Керамогранит используется для наружной облицовки фасадов, а также для отделки пола внутри жилых и нежилых помещений, это превосходный материал для столешниц на кухне и в ванной комнате.

Формы и размеры керамической плитки

Все виды керамической плитки выпускаются разноформатными (то есть различной формы и размера). Наиболее популярными формами являются квадрат и прямоугольник, гораздо реже используются изделия сложных форм – четырех-, пяти-, шести-, восьмигранные, фигурные и др.

Особого внимания заслуживает назначение керамической плитки. По этому признаку различают:

– плитку для внутренней облицовки стен;

– плитку для наружной отделки фасадов и карты ковровой мозаики из нее;

– плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;

– плитку со встроенными деталями.

Плитка для внутренней облицовки стен.

По виду отделки делится на глазурованную и не-глазурованную; по форме – на квадратную, прямоугольную и фигурную; по виду поверхности – на гладкую и рифленую; по виду боковых граней – с завалом и без завала; по цвету – на белую, одноцветную, многоцветную и декорированную.

Керамическую плитку для внутренней облицовки стен производят стандартных размеров:

– квадратная – 200 х 200, 150 х 150, 100 х 100 мм;

– прямоугольная – 200 х 150, 200 х 100, 150 х 100, 150 х 75, 150 х 25 мм.

Как правило, для выполнения внутренней облицовки используется керамическая плитка толщиной 3–3,5 мм. Для придания облицованным поверхностям законченности применяются керамические фасонные детали меньшей толщины.

Фасадная керамическая плитка. По виду отделки лицевой поверхности бывает только глазурованной; по форме, типу поверхности, виду боковых граней, цвету – такая же, как и керамическая плитка для внутренней облицовки стен.

Фасадную керамическую плитку можно использовать для облицовки передних панелей каминов и печей.

Для выполнения фасадных работ подходит керамическая плитка толщиной 4–9 мм. Обязательно наличие с тыльной стороны рифления или выпуклостей высотой не менее 0,7 мм и не более 2 мм.

Керамическая плитка для пола. Практически по всем характеристикам (вид лицевой поверхности, вид боковых граней, цвет и др.) аналогична фасадной керамической плитке, но есть два показателя, отличающие керамическую плитку для пола от фасадной, – это форма и толщина.

Толщина половой плитки должна быть не менее 5 мм и не более 13 мм. По форме различают плитки квадратные, прямоугольные, треугольные, шестигранные, восьмигранные и др.

Керамическая плитка со встроенными деталями. По основным характеристикам аналогична обычной плоской керамической плитке, главное отличие – наличие встроенных деталей (крючка, полочки, мыльницы и др.).

Выбор плитки

При выборе плитки следует руководствоваться не только эстетической стороной, но и эксплуатационными характеристиками изделий, также необходимо обращать внимание на качество плитки.

Качественная плитка должна быть одного оттенка, без каких-либо пятен, трещин и выпуклостей на лицевой поверхности, сколов на тыльной стороне (здесь предпочтительно рифление, обеспечивающее более прочное сцепление с клеящим слоем).

Боковые грани плитки должны быть ровными. Чтобы проверить это, приложите две плитки друг к другу и посмотрите стык на просвет: если величина зазора не более 0,5 мм, плитку можно покупать. Однако для облицовки бесшовным способом такой материал не подойдет, в этом случае зазора не должно быть вообще.

Выбирая минеральную плитку, нужно проверить качество лицевой поверхности: недопустимы какие-либо сколы, трещины и выпуклости (кроме допустимой рельефом фактуры).

Отбирая карты ковровой мозаики, необходимо обращать внимание на прочность крепления плитки к бумажной основе (отслаивание плиток недопустимо) и на размеры швов между плитками (они должны быть одинаковой величины).

При выборе полистирольных и ПВХ-плиток особое внимание уделите цвету, фактуре и кромкам (наличие заусенцев и выщербленных участков недопустимо).

Следует учитывать также технические (эксплуатационные) характеристики плитки, позволяющие ей противостоять механическому, химическому, атмосферному воздействию, которому облицованные поверхности подвергнутся в процессе эксплуатации. При этом не стоит забывать о целевом назначении отделываемых помещений и зданий.

Технология облицовочных работ

Прежде чем приступать к облицовочным работам, необходимо ознакомиться с основными терминами и понятиями.

Основание – это поверхность, подлежащая облицовке: у стен и перегородок это кирпичная кладка, крупногабаритные панели, штукатурка, деревянная поверхность; у пола – плиты перекрытия, цементная стяжка (в конструкции полового покрытия может дополнительно присутствовать гидроизоляционный слой, покрытый стяжкой).

Подготовка – выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Подстилающий слой – это слой раствора, мастики или клея, на который крепится плитка.

Облицовочное покрытие – слой облицовочного материала.

Маяк, или маячные плитки, – плитки, временно устанавливаемые на гипсовый раствор по углам облицовываемой поверхности, для контроля за качеством и точностью облицовочных работ. В конце облицовочных работ маяки заменяются на постоянные плитки.

Маячные ряды – ряды, укладываемые в первую очередь с использованием измерительных приборов. Их назначение такое же, как и у маяков, но укладываются они на подстилающий слой и замене не подлежат. По сути, каждый первый уложенный ряд плиток является маячным.

Фриз, или фризовые ряды, – это ряды, примыкающие к стенам (при облицовке пола и потолка), потолку или полу (при облицовке стен).

Способы облицовки поверхностей керамической плиткой

Существует два способа облицовки: по диагонали и прямыми рядами. Первым способом укладывают только квадратную плитку, а прямыми рядами – как квадратную, так и прямоугольную.

Облицовка стен

После того как проведена разметка и провеска поверхности, но еще не уложен первый (нижний, фризовый) ряд плитки, обратите внимание на состояние пола.

Если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, отметьте уровень начала кладки и по нему закрепите рейку (она послужит опорой для первого ряда плитки). Если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, плитки нижнего ряда обрежьте с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производите не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.

Облицовка стен способом «прямой ряд»

Укладку начинайте либо с середины ряда, если нужно добиться симметричности кладки, либо с одного из углов (рис. 72), если необходимо, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток.

Рис. 72. Облицовка стены с угла

Перед укладкой для лучшего сцепления, увлажните поверхность стены водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погрузите в цементное молоко (либо также смочите водой).

Далее нанесите раствор зубчатым шпателем на тыльную сторону плитки (рис. 73).

Рис. 73. Нанесение раствора зубчатым шпателем

Раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и стеной. Излишки раствора убирайте лопаткой.

Углом приложите плитку к стене, после чего сориентируйте ее всей плоскостью по шнуру-причалке и осадите до необходимого уровня (7-15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки либо молотком через деревянный брусок.

Уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька. Это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Такую операцию повторяйте после укладки каждой последующей плитки.

Штырьки извлеките после установки 10–15 плиток. Заполнение швов раствором допускается на 1/2 от толщины плитки.

Укладку ведите горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки по горизонтальным стыкам.

После укладки каждого ряда проверьте качество облицовки двухметровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности.

При использовании плитки со встроенными деталями заранее наметьте места, где они будут располагаться, и плитку уложите обычным способом.

При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефектную плитку (плитки) снимите, добавьте раствор и установите на место, осаживая ее до нужного уровня.

В ходе укладки плитки строго следите за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки, иначе при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться неравномерно, что приведет к ее растрескиванию.

Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, произведите следующие операции:

– в местах сопряжения двух облицованных стен установите угловые фасонные детали (внутренние и внешние);

– в местах сопряжения стены и потолка установите карнизные фасонные детали;

– в местах сопряжения стены и пола установите плинтусные фасонные детали.

Облицовка стен способом «по диагонали»

При диагональной облицовке стен первый ряд (фризовый) чаще всего укладывается прямым способом. При этом плитки устанавливайте, как при способе «прямой ряд». Для этой цели также можно использовать прямоугольную плитку, длинная сторона которой равна длине диагонали основной (квадратной) плитки.

Второй ряд выкладывайте из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру. Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными, либо наклонными рядами.

При использовании первого способа можно контролировать качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) и по шнуру-причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию).

При использовании второго способа шнур-причалку установите под углом 45° к горизонтали и уже по нему контролируйте прямолинейность стыков между плитками кладки.

Предпоследний ряд кладки, аналогично второму, будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно выкладывается прямым.

Качество облицованной поверхности контролируйте с помощью двухметровой рейки: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки снимите, добавьте раствор и установите заново. Швы, как и в первом случае, заполните только наполовину.

Облицовка стен керамической плиткой на мастике

Облицовка стен керамической плиткой на мастике имеет ряд особенностей:

– поверхности, предназначенные под облицовку, не следует увлажнять водой, их нужно загрунтовать 8 %-ным раствором дисперсии ПВА;

– тыльную сторону плитки также следует загрунтовать дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;

– швы между плитками не должны превышать 2,5 мм;

– швы между уложенными плитками не следует заполнять мастикой (это даст возможность затвердеть подстилающему слою).

Облицовка стен цветовыми картинками-панно из керамической плитки

Плитки-панно укладываются бесшовным способом, поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику, подходящую для этого. Поверхность под облицовку подготовляется более тщательно: неровности не должны превышать 5 мм.

Каждый ряд панно вначале выкладывайте на полу, а затем приступайте к укладке плитки на стене. Облицовку начинайте с середины ряда, чтобы панно было симметричным.

Облицовка пола

Производить облицовочные работы на горизонтальной поверхности значительно легче, чем на вертикальной.

Однако и здесь есть свой нюанс: облицованные полы по качеству должны соответствовать облицованным стенам.

Облицовка пола способом «прямой ряд»

Начинать укладку плитки следует с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). От них проводите укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения.

Способ укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от способа укладки при облицовке стен: в данном случае раствор наносите не на плитку, а на увлажненное основание пола круговыми движениями зубчатым шпателем (рис. 74).

Рис. 74. Облицовка пола способом «прямой ряд»

Плитку опустите тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смочите водой с помощью малярной кисти, прижмите к полу и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок.

Стыки между плитками заполняйте на 1/2 их глубины. Это способствует более быстрому твердению растворной прослойки.

Затем уберите выступивший на стыках избыток раствора и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые удалите после укладки 10–15 плиток.

Горизонтальность и качество облицовки проверьте строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удалите, добавьте раствор и установите ее на место, выравнивая с поверхностью облицовки.

После этого проверьте прямолинейность стыков, проводя ребром мастерка по шву, – мастерок не должен цепляться за углы плиток.

Облицовка пола способом «по диагонали»

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), вы уложите способом «прямой ряд», а уже от фризов выполните диагональную укладку.

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами. В последнем случае под углом 45° натяните вспомогательный причальный шнур, по которому будет осуществляться контроль за прямолинейностью стыков.

Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола способом «прямой ряд».

Облицовка пола шестигранными плитками

При устройстве пола из шестигранных плиток облицовку следует производить в определенной последовательности.

По окончании разметки и провешивания поверхности выложите первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем уложите заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно фризовому и заделочному рядам установите два шнура причалки и по ним выложите маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого выполните укладку остальных плиток по уже известной технологии.

Облицовка пола восьмигранными плитками

По установленным причальным шнурам уложите маячные ряды. Затем произведите облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда.

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставьте квадратные вкладыши (в рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму).

Как и при укладке шестигранных плиток, настилку пола восьмигранными плитками следует начинать с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

Облицовка пола с заданным уклоном

В душевых помещениях для лучшего стока воды полы нужно делать с уклоном. Если помещение небольшое, уклоны можно устроить за счет утолщения подстилающего слоя, доведя его максимальную толщину от 7—15 до 40 мм. Укладка плитки осуществляется способом «в конверт».

Облицовочные работы начинайте с определения линий разруба. Для этого отметьте на плоскости линии, соединяющие углы помещения с противолежащими углами трапа (отверстия для стока воды). Эти линии образуют четыре треугольника, по которым и будет производиться укладка плитки.

Облицовку начните с укладки плиток фризового ряда вдоль стен по всему периметру помещения, устанавливая ее без уклона. Затем в одном из треугольников перпендикулярно фризу по направлению к трапу уложите маячный ряд, выверяя перпендикулярность с помощью угольника.

Облицовку оставшейся поверхности выполните обычным способом. У линий разруба расположите неполномерные плитки, раскрой которых осуществляйте непосредственно в ходе кладки с помощью плитко– или стеклореза (рис. 75).

Рис. 75. Раскрой плитки: а – с помощью плиткореза; б – с помощью стеклореза

Укладка по треугольникам производится в следующем порядке: облицовывают участок, противоположный входу-выходу; затем треугольники, находящиеся справа и слева; завершают облицовку на участке перед входом-выходом.

Завершив облицовку одного треугольника, перейдите к следующему, начиная укладку с маячного ряда.

Пол с подогревом

Керамическая плитка, а также плитка из мрамора и гранита – идеальный материал для облицовки пола с подогревом. Благодаря подогреву керамический или кафельный пол становится теплым и комфортным.

При устройстве покрытия пола с подогревом перед укладкой плитки в прослойку из цементного раствора следует установить либо бесшовные трубки системы водоподогрева, либо специальный кабель электроподогрева. Сверху нужно нанести еще один слой цементного раствора и затем уже начать укладку плитки по технологии облицовки пола, описанной выше.

Облицовка пола картами ковровой мозаики

Карты ковровой мозаики представляют собой мелкую керамическую плитку, наклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку тонких карт следует готовить так же, как под облицовку керамической плиткой.

При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков сделайте сквозные отверстия, что предотвратит образование воздушных мешков.

Укладку карт ковровой мозаики начинайте от угла и ведите продольными рядами по направлению к выходу.

Растворную прослойку, нанесенную на основание пола, посыпьте сухим цементом и уложите карту ковровой мозаики бумажной основой вверх. Осадку карты осуществляйте с помощью хлопушки.

Швы фиксируйте не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом следите, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

По истечении 2–3 дней увлажните бумажную основу, а после намокания удалите ее щеткой или скребком.

Деформационный шов

Иногда дизайнерское решение оформления жилого помещения требует произвести отделку тех или иных поверхностей материалами, различными по фактуре, физическим свойствам и т. д. Например, при отделке пола в кухне-столовой нужно разместить по соседству два таких различных покрытия, как керамическая плитка и паркет. Как это сделать без ущерба для их потребительских качеств? В этом случае примените способ укладки «деформационный шов».

Деформационный шов или демаркационная линия – важный участок интерьера, он привлекает к себе внимание нетрадиционностью дизайнерского решения, поэтому он должен быть выполнен без единой погрешности.

Последовательность подготовительных и облицовочных работ такова. По линии предполагаемой границы укрепите стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву «Т». Только после этого выполните разметку и провеску поверхности.

Укладку плитки в местах, примыкающих к деформационному шву, осуществляйте заподлицо с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне.

Облицовка колонн

Способ облицовки колонн плиткой зависит от их формы.

Облицовка четырехгранных колонн

Для того чтобы произвести облицовку колонн в короткий срок и без потери качества, на противоположных гранях с помощью отвеса установите маячные рейки, закрепляя их дуговыми рейкодержателями.

Если укладка плитки будет производиться не от пола, на уровне отметки начала кладки закрепите опорную рейку.

Кладка каждой стороны колонны должна быть симметричной, поэтому укладку плитки начинайте строго с центра, при необходимости установив по краям симметричные неполномерные плитки.

В остальном техника облицовки колонн полностью соответствует технике облицовки стен.

Через 2–3 дня после окончания кладки произведите заделку швов. Для этой цели положите порцию пластичного цементного раствора на резиновый шпатель и движениями вдоль и поперек шва замажьте углубления между плитками.

Облицовка многогранных колонн

Перед началом работ по облицовке многогранных колонн необходимо изготовить два одинаковых разборных шаблона. Для закрепления нижнего шаблона соорудите дощатую рамку.

Укладка плитки на многогранных колоннах производится так же, как и на четырехгранных.

Вначале закрепите верхний шаблон, ориентируя его по горизонтали с помощью строительного уровня.

Отвесом произведите провеску по каждому ребру колонны, определив таким образом положение нижнего шаблона, и зафиксируйте ребра будущей облицовки причальными шнурами.

Облицовка круглых колонн

Облицовку круглых колонн следует осуществлять картами ковровой мозаики.

Колонны проверьте отвесом по вертикали и заделайте швы цементно-песчаным раствором. После того как раствор затвердеет, поверхность колонны и тыльную сторону ковриков прогрунтуйте 10 %-ной дисперсией ПВА. Затем нанесите шпателем тонкий слой мастики или клея, приложите коврик верхней стороной к колонне, проверьте по отвесу вертикальность его боковой кромки. Затем прижмите его к стене всей плоскостью и разгладьте. Следующие коврики уложите аналогичным образом.

При укладке карт ковровой мозаики во втором и последующих рядах необходимо очень точно совмещать линии стыков плиток в верхних и нижних ковриках – это обеспечит вертикальность укладки.

Облицовка каминов

Для облицовки каминов используются изразцы и керамическая плитка.

Если в доме имеется камин, он будет выглядеть гораздо более эффектно, если его облицевать. Помимо эстетического эффекта, облицовка камина значительно увеличит его теплоотдачу.

Облицовка изразцами производится непосредственно в процессе сооружения камина, и квалифицированно сделать ее сможет лишь специалист. Облицовку же керамической плиткой вполне можно выполнить самостоятельно. Для этой цели используйте керамическую плитку для облицовки пола квадратной или прямоугольной формы, любого размера толщиной 6 мм.

Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и иметь глазурованную лицевую поверхность. Кроме того, понадобятся фасонные детали: карнизные, плинтусовые и для заделки углов.

Существует два способа облицовки камина.

Первый способ

В вертикальные швы кладки камина введите алюминиевые полоски с отверстиями. К полоскам болтами закрепите алюминиевый тавровый профиль или уголок, а керамические плитки уложите между металлическими элементами.

Пустое пространство, образовавшееся между плитками и каминной кладкой, заполните глиняным раствором.

Как видно из описания технологического процесса, данный способ применим лишь при условии идеальной вертикальности швов кладки, что проверяется с помощью отвеса.

Второй способ

Данный способ полностью соответствует облицовке стен на цементно-песчаном растворе: аналогичная техника подготовительных работ, разметки и провески поверхности, те же приемы укладки плитки и заделки швов.

Однако здесь будет уместным напомнить, что цементно-песчаный раствор под действием высоких температур теряет свою прочность.

Поэтому при облицовке камина вторым способом следует использовать глиняно-цементный раствор.

Если вертикальные швы имеют отклонения, для облицовки камина применяйте второй способ.

Облицовка плиткой из стекла

Стекло является очень гладким материалом, поэтому для улучшения сцепления плитки с клеящей прослойкой намажьте тыльную поверхность плитки жидким стеклом или горячим битумом (если плитка непрозрачная) и присыпьте крупнозернистым строительным песком. После высыхания плитка готова к применению.

Для укладки стеклянной плитки подойдут клеи и мастики, предназначенные для керамической плитки, неприемлем только обычный цементно-песчаный раствор.

Укладку карт ковровой мозаики из стеклянных плиток осуществляйте в полном соответствии с укладкой карт ковровой мозаики из керамики.

Облицовка плиткой из поливинилхлоридного материала

Технология облицовки поливинил-хлоридной плиткой существенно отличается от технологии облицовки керамической плиткой.

В первую очередь подготовьте поверхность, предназначенную под облицовку: очистите ее от пыли и грязи, обезжирьте и очень хорошо просушите.

Затем с помощью строительного уровня проверьте горизонтальность пола, при необходимости скорректируйте его цементно-песчаным раствором.

С помощью двухметровой рейки определите неровности (они не должны превышать 2 мм, так как плитка из поливинилхлорида подвержена деформации) и исправьте их.

Следующий этап в подготовке – грунтовка поверхности раствором битума (битум – 1 часть, бензин – 3 части). После полного высыхания грунтовочного слоя (через 8-10 часов) приступите к разметке поверхности пола.

В бытовых условиях плитка из поливинил-хлоридного материала используется в основном для облицовки пола в вестибюлях, кухнях, жилых помещениях, крайне редко для облицовки стен.

Прямолинейная облицовка

Определите продольную и поперечную оси помещения (это линии, перпендикулярные двум смежным сторонам и проходящие через их середины). Закрепите оси причальными шнурами.

В случае если облицовка поливинил-хлоридной плиткой будет производиться в двух смежных комнатах, проведите продольную разбивочную ось через середину дверного проема. В этом случае ряды плитки будут переходить из одной комнаты в другую, не разделяя их, а объединяя.

По продольной оси натяните и закрепите причальный шнур. Затем в одной из комнат с помощью угольника перпендикулярно проведите поперечную разбивочную ось, по которой также натяните и закрепите причальный шнур.

Мастику или клей наносите на основание малярной кистью с жесткой щетиной. При этом полоса мастики или клея по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда.

Укладку плитки начинайте с установки маячных рядов вдоль причальных шнуров.

После укладки маячных рядов переходите к облицовке остальной поверхности, устанавливая причальные шнуры для каждого нового ряда.

Величина зазора между облицованной поверхностью и стеной не должна превышать 10 мм.

Диагональная облицовка

Разметку поверхности под диагональную укладку поливинилхлоридных плиток начинайте с определения продольной и поперечной осей и закрепления их вспомогательными причальными шнурами.

Теперь под углом 45° через точку пересечения продольной и поперечной осей натяните основной причальный шнур, по которому уложите маячный ряд (не забывая о том, что полоса наносимой мастики или клея должна быть несколько шире укладываемого ряда).

Затем произведите настилку основной поверхности пола (способ нанесения мастики и укладки плиток такой же, как при прямолинейной облицовке пола плитками из поливинил-хлорида).

Пристенные плитки наклейте после укладки основной части покрытия. Их раскрой выполните по месту укладки, тщательно подгоняя неполномерные плитки.

Зазор между стеной и пристенными плитками не должен превышать 10 мм.

Облицовка стен и перегородок полистирольной плиткой

Поверхность, предназначенную под облицовку полистирольными плитками, очистите от грязи и пыли, обезжирьте, устраните неровности (они не должны превышать 2 мм) и произведите разметку и провеску.

Затем нанесите слой мастики по месту укладки первого ряда (полоса мастики должна быть немного шире самого ряда) и на тыльную сторону плиток.

Выдержав загрунтованные поверхности в течение 5 минут, уложите плитку, прижмите ее к поверхности и припрессуйте резиновым валиком. Бортики плитки должны полностью прилегать к основанию.

При подготовке полистирольных плиток к облицовке следует рассортировать их по оттенкам и произвести раскрой (если требуются неполномерные плитки).

Укладку плитки следует производить бесшовным способом, а излишки мастики, выступившие на стыках, удалить шпателем.

Укладку плитки производите от выступающих углов помещения, в этом случае неполномерные плитки будут располагаться во внутренних углах, где они будут менее заметны.

Качество облицовываемой поверхности в ходе укладки контролируйте по причальным шнурам и отвесам (прямолинейность кладки) и с помощью двухметровой рейки (ровность покрытия).

Облицовка плиткой на гипсовых вяжущих

Ниже представлен технологический процесс облицовки гипсовыми декоративными плитками стен и перегородок внутренних помещений.

Подготовку поверхности под облицовку плитками на гипсовых вяжущих (в частности, гипсовыми декоративными плитками) производите в полном соответствии с порядком, описанным ранее: сначала выявите и устраните неровности, очистите поверхность от пыли (предварительно – влажным способом с последующей просушкой) и масляных пятен и, выбрав способ кладки (сухой или влажный), провесьте поверхность.

Процесс подготовки плитки заключается в сортировке и выбраковке плиток со сколами, а также при необходимости в раскрое целых плиток на неполномерные.

Раскрой плиток производите обыкновенной ножовкой по металлу, отверстия под трубы высверливайте ручной либо электрической дрелью, а кромки обрабатывайте рубанком.

Выбрав влажный способ облицовки, укладку плитки выполняйте горизонтальными рядами снизу вверх.

Мастику нанесите шпателем и на основание, и на тыльную сторону плитки. Через определенное время (по инструкции применения мастики) прижмите плитку плотно к основанию.

В процессе работы контролируйте качество облицовки с помощью отвеса, причального шнура (горизонтальность и вертикальность) и двухметровой рейки (качество облицованной поверхности).

Швы заделывайте полимерцементной мастикой, цементно-песчаным раствором или затиркой для швов после затвердения подстилающего слоя (мастики).

При сухом способе облицовки применяйте гипсовые декоративные плитки с выступами на двух противолежащих сторонах, а укладку плиток осуществляйте вертикальными рядами.

В процессе укладки плитки стыки (или швы) заполняйте раствором лишь наполовину. Это не только сокращает время и равномерность высыхания растворной прослойки, но и позволяет декоративно оформить стыки.

Облицовку начинайте от угла помещения, где на стене вертикально (по отвесу) закрепите первую декоративную расшивочную рейку. Отступив от нее на ширину плитки, закрепите вторую рейку, а затем сверху вниз нанизывайте плитки, как бусы, вставляя выступы в пространство между стеной и рейками.

Таким образом, рейки будут не только удерживать плитки, но и скрывать вертикальные стыки.

Content

Д. В. Нестерова
Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии

Введение

Современный дизайн интерьера

Авангард

Ампир

Английский стиль

Стены

Полы

Текстиль и аксессуары

Античный стиль

Ар-деко

Африканский стиль

Барокко

Мебель

Текстиль

Освещение

Готический стиль

Индийский стиль

Кантри

Греческое кантри

Немецкое кантри

Славянское кантри

Китч

Классический стиль

Контемпорари

Лофт

Минимализм

Модерн

Неоклассика

Регентство

Ренессанс

Рококо

Скандинавский стиль

Техно

Французский стиль

Функционализм

Хай-тек

Окна

Стены

Освещение

Мебель

Дополнительные детали

Эклектика

Экспрессионизм

Отделка потолка и стен

Возведение и снос перегородок

Как согласовать перепланировку

Какие работы запрещены

Как сделать проем в стене

Куда обращаться после окончания работ по перепланировке

Легкие сборные и трансформируемые перегородки

Монтаж каркасных перегородок

Монтаж перегородок без каркаса

Монтаж трансформируемых перегородок

Штукатурные работы

Материалы для штукатурного раствора

Инструменты и приспособления

Подготовительные работы

Нанесение штукатурного раствора

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Декоративная штукатурка

Структурная штукатурка

Минеральная штукатурка

Венецианская штукатурка

Каменная штукатурка

Малярные работы

Инструменты для малярных работ

Побелка потолка

Подготовительные работы

Покраска потолка и стен

Виды краски

Выбор краски

Расход краски

Подготовительные работы

Техника покраски

Альфрейная отделка

Набивка рисунка с помощью трафарета

Вытягивание филенок

Набрызг

Торцевание

Накатка рельефным валиком

Аэрография

Оклеивание стен и потолков обоями

Классификация обоев

Бумажные обои

Виниловые обои

Акриловые обои

Текстильные обои

Линкруст

Стекловолокнистые обои

Обои под покраску

Металлизированные обои

Экзотические обои

Фотообои

Кварцевые обои

Пробковые обои

Фанерные обои

Джутовые обои

Обои на основе серпянки

Тафтинг-обои

Флизелиновые обои

Жидкие обои

Наклеивание обоев

Выбор цвета обоев

Узор обоев и параметры помещения

Выбор обоев в зависимости от дефектов стен

Выбор бордюров

Подготовка поверхности стены и потолка

Обойный клей

Подготовка обоев

Техника оклеивания стен обоями

Основные дефекты стен, оклеенных обоями, и их исправление

Техника оклеивания потолка обоями

Приклеивание бордюров

Подвесные потолки

Классификация подвесных потолков

Плиточные потолки

Реечные потолки

Достоинства подвесных потолков

Недостатки подвесных потолков

Плиточные подвесные потолки. Устройство и монтаж

Виды плиточных потолков

Физические свойства плиточных материалов

Конструкция и монтаж

Реечные подвесные потолки. Устройство и крепление

Монтаж реечных потолков

Монтаж потолков и освещение

Виды светильников

Украшение подвесных потолков

Ремонт подвесных потолков

Устранение дефектов плиточного потолка

Натяжные потолки

Клеевые потолки

Наклеивание плиток

Уход за клеевыми потолками

Отделка полов

Паркет

Укладка паркета по дощатому основанию

Укладка паркета на мастике

Укладка паркета на клеевых составах

Укладка паркета «плавающим» методом

Настил паркетных досок

Наборный паркет

Ламинат

Подготовка пола к укладке ламината

Процесс укладки ламинированных панелей

Линолеум

Подготовка поверхности

Использование клеев и мастик при настиле линолеума

Метод холодной сварки в домашних условиях

Последовательность проведения работ при холодной сварке

Способы настила линолеума

Настил линолеума с изгибом

Настил линолеума без изгиба

Установка плинтусов

Ковролин

Характеристики коврового покрытия

Натуральное ковровое покрытие

Синтетическое ковровое покрытие

Классификация ковровых покрытий по типу ворса

Цвет ковролина

Укладка ковролина

Укладка ковролина без приклеивания к полу

Укладка ковролина путем приклеивания без соединения

Укладка ковролина на двусторонний скотч

Топлинг

Настил топлинга

Облицовочные работы

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты

Растворы для облицовочных работ

Цементно-песчаный раствор

Мастики

Клеи

Виды плитки

Стеклянная плитка

Поливинилхлоридная плитка

Полистирольная плитка

Пластиковая плитка

Минеральная плитка

Облицовочные плиты из природного камня

Керамическая плитка

Выбор плитки

Технология облицовочных работ

Способы облицовки поверхностей керамической плиткой

Облицовка стен

Облицовка пола

Облицовка колонн

Облицовка каминов

Облицовка плиткой из стекла

Облицовка плиткой из поливинилхлоридного материала

Прямолинейная облицовка

Диагональная облицовка

Облицовка стен и перегородок полистирольной плиткой

Облицовка плиткой на гипсовых вяжущих